CELEX: 32012D0134
Language: lt
Date: 2012-02-28 00:00:00
Title: 2012/134/ES: 2012 m. vasario 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl stiklo gamybos (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 865)  Tekstas svarbus EEE

8.3.2012   
            
            
               LT
            
            
               Europos Sąjungos oficialusis leidinys
            
            
               L 70/1
            
         KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS
   2012 m. vasario 28 d.
   kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl stiklo gamybos
   (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 865)
   (Tekstas svarbus EEE)
   (2012/134/ES)
   EUROPOS KOMISIJA,
   atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
   atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (1), ypač į jos 13 straipsnio 5 dalį,
   kadangi:
   
               (1)
            
            
               Direktyvos 2010/75/ES 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Komisija, siekdama palengvinti geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) informacinių dokumentų, apibrėžtų tos direktyvos 3 straipsnio 11 dalyje, rengimą, turi organizuoti valstybių narių, atitinkamų pramonės sektorių, aplinkos apsaugos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų ir Komisijos keitimąsi informacija apie pramoninius išmetamus teršalus;
            
         
               (2)
            
            
               pagal Direktyvos 2010/75/ES 13 straipsnio 2 dalį keitimasis informacija turi apimti informaciją apie įrenginių ir priemonių veikimą teršalų išmetimo aspektu (išreikštą, prireikus, vidurkiais per trumpąjį ir ilgąjį laikotarpius bei susijusiomis nustatytomis sąlygomis), žaliavų suvartojimo ir pobūdžio, vandens suvartojimo, energijos naudojimo ir atliekų susidarymo aspektais, naudotus gamybos metodus, su jais susijusią stebėseną, poveikį įvairių rūšių aplinkos komponentams, ekonominį bei techninį perspektyvumą ir jų raidą, taip pat geriausius prieinamus gamybos būdus ir naujus būdus, nustatytus aptarus tos direktyvos 13 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose minimus klausimus;
            
         
               (3)
            
            
               Direktyvos 2010/75/ES 3 straipsnio 12 dalyje apibrėžtos GPGB išvados – tai pagrindinė sudedamoji GPGB informacinių dokumentų dalis, kurioje išdėstomos išvados dėl geriausių prieinamų gamybos būdų, jie aprašomi, pateikiama informacija dėl jų pritaikymo galimybių, su geriausiais prieinamais gamybos būdais siejamo išmetamų teršalų lygio, susijusios stebėsenos, susijusių suvartojimo lygių ir, prireikus, atitinkamos eksploatavimo vietos atkūrimo priemonių;
            
         
               (4)
            
            
               pagal Direktyvos 2010/75/ES 14 straipsnio 3 dalį GPGB išvadomis turi būti remiamasi nustatant leidimų sąlygas įrenginiams, kuriems taikomas tos direktyvos 2 skyrius;
            
         
               (5)
            
            
               Direktyvos 2010/75/ES 15 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad kompetentinga institucija nustatytų išmetamų teršalų ribines vertes, kuriomis užtikrinama, kad įprastinėmis eksploatacijos sąlygomis išmetamas teršalų kiekis neviršytų išmetamų teršalų kiekio, susijusio su Direktyvos 2010/75/ES 13 straipsnio 5 dalyje nurodytuose sprendimuose dėl GPGB išvadų nustatytų geriausių prieinamų gamybos būdų taikymu;
            
         
               (6)
            
            
               Direktyvos 2010/75/ES 15 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad nuo 15 straipsnio 3 dalyje nustatyto reikalavimo galima nukrypti tik tuo atveju, jei dėl atitinkamo įrenginio geografinės padėties, vietos aplinkos sąlygų ar techninių savybių sąnaudos, susijusios su išmetamų teršalų lygių užtikrinimu, būtų neproporcingai didelės, palyginti su aplinkai teikiama nauda;
            
         
               (7)
            
            
               Direktyvos 2010/75/ES 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad leidime nurodyti stebėsenos reikalavimai, kurie minimi direktyvos 14 straipsnio 1 dalies c punkte, kai taikoma, turi būti grindžiami GPGB išvadose aprašytos stebėsenos išvadomis;
            
         
               (8)
            
            
               pagal Direktyvos 2010/75/ES 21 straipsnio 3 dalį per ketverius metus nuo sprendimų dėl GPGB išvadų paskelbimo kompetentinga institucija turi persvarstyti ir, jei būtina, atnaujinti visas leidimo sąlygas bei užtikrinti, kad įrenginys atitiktų tas leidimo sąlygas;
            
         
               (9)
            
            
               2011 m. gegužės 16 d. Komisijos sprendimu, kuriuo pagal Direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų 13 straipsnį sukuriamas keitimosi informacija forumas (2), sukurtas iš valstybių narių, atitinkamų pramonės sektorių ir aplinkos apsaugos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų atstovų sudarytas forumas;
            
         
               (10)
            
            
               2011 m. rugsėjo 13 d. pagal Direktyvos 2010/75/ES 13 straipsnio 4 dalį Komisija gavo to forumo nuomonę (3) apie siūlomą stiklo gamybai taikomo GPGB informacinio dokumento turinį ir šią nuomonę paskelbė viešai;.
            
         
               (11)
            
            
               šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2010/75/ES 75 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,
            
         PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:
   1 straipsnis
   Geriausių prieinamų gamybos būdų (GPBG) išvados dėl stiklo gamybos pateikiamos šio sprendimo priede.
   2 straipsnis
   Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.
   
      Priimta Briuselyje 2012 m. vasario 28 d.
      
         
            Komisijos vardu
         
         Janez POTOČNIK
         
            Komisijos narys
         
      
   
   
      (1)  OL L 334, 2010 12 17, p. 17.
   
      (2)  OL C 146, 2011 5 17, p. 3.
   
      (3)  http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article
   
      PRIEDAS
      
         GERIAUSIŲ PRIEINAMŲ GAMYBOS BŪDŲ (TOLIAU – GPGB) IŠVADOS DĖL STIKLO GAMYBOS
      
      TAIKYMO SRITIS
      SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS
      BENDROSIOS PASTABOS
      Vidurkinimo laikotarpiai ir teršalų išmetimo į atmosferą norminės sąlygos
      Perskaičiavimas etalonine deguonies koncentracija
      Koncentracijų perskaičiavimas savituoju išmetamųjų teršalų masės srautu
      Tam tikrų oro teršalų apibrėžtys
      Išleidžiamų nuotekų vidurkinimo laikotarpiai
      
                  1.1.
               
               Bendrosios GPGB išvados dėl stiklo gamybos
            
                  1.1.1.
               
               Aplinkos vadybos sistemos
            
                  1.1.2.
               
               Energijos naudojimo veiksmingumas
            
                  1.1.3.
               
               Medžiagų laikymas ir tvarkymas
            
                  1.1.4.
               
               Bendrieji pirminiai metodai
            
                  1.1.5.
               
               Stiklo gamybos procesų metu į vandenį išmetami teršalai
            
                  1.1.6.
               
               Stiklo gamybos procesų metu susidarančios atliekos
            
                  1.1.7.
               
               Stiklo gamybos procesų metu skleidžiamas triukšmas
            
                  1.2.
               
               GPGB išvados dėl stiklo taros gamybos
            
                  1.2.1.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas dulkių kiekis
            
                  1.2.2.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas azoto oksidų (NOX) kiekis
            
                  1.2.3.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas sieros oksidų (SOX) kiekis
            
                  1.2.4.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas vandenilio chlorido (HCl) ir vandenilio fluorido (HF) kiekis
            
                  1.2.5.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas metalų kiekis
            
                  1.2.6.
               
               Tolesnių procesų metu išmetamas teršalų kiekis
            
                  1.3.
               
               GPGB išvados dėl plokščiojo stiklo gamybos
            
                  1.3.1.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas dulkių kiekis
            
                  1.3.2.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas azoto oksidų (NOx) kiekis
            
                  1.3.3.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas sieros oksidų (SOX) kiekis
            
                  1.3.4.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas vandenilio chlorido (HCl) ir vandenilio fluorido (HF) kiekis
            
                  1.3.5.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas metalų kiekis
            
                  1.3.6.
               
               Tolesnių procesų metu išmetami teršalai
            
                  1.4.
               
               GPGB išvados dėl ištisinių gijų stiklo pluošto gamybos
            
                  1.4.1.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas dulkių kiekis
            
                  1.4.2.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas azoto oksidų (NOx) kiekis
            
                  1.4.3.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas sieros oksidų (SOX) kiekis
            
                  1.4.4.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas vandenilio chlorido (HCl) ir vandenilio fluorido (HF) kiekis
            
                  1.4.5.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas metalų kiekis
            
                  1.4.6.
               
               Tolesnių procesų metu išmetami teršalai
            
                  1.5.
               
               GPGB išvados dėl namų apyvokos stiklo gaminių gamybos
            
                  1.5.1.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas dulkių kiekis
            
                  1.5.2.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas azoto oksidų (NOx) kiekis
            
                  1.5.3.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas sieros oksidų (SOX) kiekis
            
                  1.5.4.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas vandenilio chlorido (HCl) ir vandenilio fluorido(HF) kiekis
            
                  1.5.5.
               
               Iš lydkrosnės išmetamas metalų kiekis
            
                  1.5.6.
               
               Tolesnių procesų metu išmetamas teršalų kiekis
            
                  1.6.
               
               GPGB išvados dėl specialaus stiklo gamybos
            
                  1.6.1.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas dulkių kiekis
            
                  1.6.2.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas azoto oksidų (NOx) kiekis
            
                  1.6.3.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas sieros oksidų (SOX) kiekis
            
                  1.6.4.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas vandenilio chlorido (HCl) ir vandenilio fluorido (HF) kiekis
            
                  1.6.5.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas metalų kiekis
            
                  1.6.6.
               
               Tolesnių procesų metu išmetamas teršalų kiekis
            
                  1.7.
               
               GPGB išvados dėl mineralinės vatos gamybos
            
                  1.7.1.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas dulkių kiekis
            
                  1.7.2.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas azoto oksidų (NOx) kiekis
            
                  1.7.3.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas sieros oksidų (SOX) kiekis
            
                  1.7.4.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas vandenilio chlorido (HCl) ir vandenilio fluorido (HF) kiekis
            
                  1.7.5.
               
               Iš akmens vatos lydkrosnių išmetamas vandenilio sulfido (H2S) kiekis
            
                  1.7.6.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas metalų kiekis
            
                  1.7.7.
               
               Tolesnių procesų metu išmetamas teršalų kiekis
            
                  1.8.
               
               GPGB išvados dėl aukštai temperatūrai atsparios izoliavimo vatos (toliau – ATAIV) gamybos
            
                  1.8.1.
               
               Lydymo ir tolesnių procesų metu išmetamas dulkių kiekis
            
                  1.8.2.
               
               Lydymo ir tolesnių procesų metu išmetamas azoto oksidų (NOx) kiekis
            
                  1.8.3.
               
               Lydymo ir tolesnių procesų metu išmetamas sieros oksidų (SOx) kiekis
            
                  1.8.4.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas vandenilio chlorido (HCl) ir vandenilio fluorido (HF) kiekis
            
                  1.8.5.
               
               Iš lydkrosnių ir tolesnių procesų metu išmetamas metalų kiekis
            
                  1.8.6.
               
               Tolesnių procesų metu išmetamas lakiųjų organinių junginių kiekis
            
                  1.9.
               
               GPGB išvados dėl frito gamybos
            
                  1.9.1.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas dulkių kiekis
            
                  1.9.2.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas azoto oksidų (NOx) kiekis
            
                  1.9.3.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas sieros oksidų (SOX) kiekis
            
                  1.9.4.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas vandenilio chlorido (HCl) ir vandenilio fluorido (HF) kiekis
            
                  1.9.5.
               
               Iš lydkrosnių išmetamas metalų kiekis
            
                  1.9.6.
               
               Tolesnių procesų metu išmetami teršalai
            Žodynas
      
                  1.10.
               
               Metodų aprašymas
            
                  1.10.1.
               
               Išmetamas dulkių kiekis
            
                  1.10.2.
               
               Išmetamas NOx kiekis
            
                  1.10.3.
               
               Išmetamas SOx kiekis
            
                  1.10.4.
               
               Išmetamas HCl, HF kiekis
            
                  1.10.5.
               
               Išmetamas metalų kiekis
            
                  1.10.6.
               
               Išmetamieji kombinuotieji dujiniai teršalai (pvz., SOX, HCl, HF, boro junginiai)
            
                  1.10.7.
               
               Kombinuotieji teršalai (kieti ir dujiniai)
            
                  1.10.8.
               
               Pjovimo, šlifavimo ir poliravimo operacijų metu išmetami teršalai
            
                  1.10.9.
               
               Išmetami H2S ir lakiųjų organinių junginių kiekiai
            TAIKYMO SRITIS
      Šios GPGB išvados skirtos Direktyvos 2010/75/ES I priede apibrėžtai pramoninei veiklai, t. y.
      
                  —
               
               
                  
                              3.3.
                           
                           
                              Stiklo, įskaitant stiklo pluoštą, gamybai, kai lydymo pajėgumas didesnis kaip 20 tonų per dieną;
                           
                        
            
                  —
               
               
                  
                              3.4.
                           
                           
                              Mineralinių medžiagų lydymui, įskaitant mineralinio pluošto gamybą, kai lydymo pajėgumas didesnis kaip 20 tonų per dieną.
                           
                        
            Šios GPGB išvados netaikomos šiai veiklai:
      
                  —
               
               
                  Skystojo stiklo gamybai, kuriai taikomas informacinis dokumentas „Didelio kiekio neorganinių cheminių medžiagų gamyba. Kietųjų medžiagų ir kita pramonė“ (toliau – LVIC–S)
               
            
                  —
               
               
                  Polikristalinės vatos gamybai
               
            
                  —
               
               
                  Veidrodžių gamybai, kuriai taikomas informacinis dokumentas „Paviršiaus apdorojimas organiniais tirpikliais“ (toliau – STS)
               
            Kiti informaciniai dokumentai, susiję su veikla, kuriai taikomos šios GPGB išvados:
      
                  Informacinis dokumentas
               
               
                  Veikla
               
            
                  Teršalų išmetimas iš saugyklų (EFS)
               
               
                  Žaliavų laikymas ir tvarkymas
               
            
                  Energijos naudojimo veiksmingumas (ENE)
               
               
                  Bendrasis energijos naudojimo veiksmingumas
               
            
                  Ekonominiai klausimai ir poveikiai aplinkos terpėms (ECM)
               
               
                  Taikomų metodikų ekonominiai klausimai ir poveikiai aplinkos terpėms
               
            
                  Bendrieji monitoringo principai (MON)
               
               
                  Išmetamų teršalų ir sunaudojamų medžiagų monitoringas
               
            Šiose GPGB išvadose aprašyti gamybos būdai nėra privalomi ar išsamūs. Gali būti naudojami kiti gamybos būdai, kurie padėtų užtikrinti bent lygiavertį aplinkos apsaugos lygį.
      SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS
      Šiose GPGB išvadose taikomos šios sąvokų apibrėžtys:
      
                  Vartojamas terminas
               
               
                  Apibrėžtis
               
            
                  Naujas įrenginys
               
               
                  Po šių GPGB išvadų paskelbimo įrangos eksploatavimo vietoje sumontuotas įrenginys ar visiškas įrenginio pakeitimas ant esamo įrangos pagrindo
               
            
                  Esamas įrenginys
               
               
                  Ne naujas įrenginys
               
            
                  Nauja krosnis
               
               
                  Po šių GPGB išvadų paskelbimo įrangos eksploatavimo vietoje sumontuota krosnis ar visiškai rekonstruota krosnis
               
            
                  Įprastas krosnies remontas
               
               
                  Remontas tarp dviejų etapų iš esmės nekeičiant krosniai taikomų reikalavimų ar technologijos, kurį atliekant krosnies rėminė konstrukcija tik iš dalies pakoreguojama, tačiau krosnies matmenys lieka beveik tokie patys. Krosnies ugniai atspari medžiaga ir, jeigu reikia, regeneratoriai remontuojami pakeičiant visą medžiagą ar jos dalį.
               
            
                  Visiškas krosnies perstatymas
               
               
                  Perstatymas, kurį atliekant iš esmės keičiami krosniai taikomi reikalavimai ar technologija, ir pritaikoma ar pakeičiama didesnioji krosnies įrangos ar susijusios įrangos dalis.
               
            BENDROSIOS PASTABOS
      
         Vidurkinimo laikotarpiai ir teršalų išmetimo į atmosferą norminės sąlygos
      
      Jeigu nenurodyta kitaip, su geriausiais prieinamais gamybos būdais susijęs išmetamų teršalų kiekis (toliau – GPGB SITK), nustatytas į atmosferą išmetamiems teršalams ir nurodytas šiose GPGB išvadose, taikomas laikantis 1 lentelėje išvardytų norminių sąlygų. Visos išmetamųjų dujų koncentracijos vertės grindžiamos tokiomis norminėmis sąlygomis: sausosios dujos, temperatūra – 273,15 K, slėgis – 101,3 kPa.
      
                  Epizodiniai matavimai
               
               
                  GPGB SITK reiškia vidutinę trijų vietinių ėminių (kiekvieno trukmė ne trumpesnė nei 30 minučių) vertę; regeneracinių krosnių matavimo laikotarpis turėtų aprėpti ne mažiau nei du ugnies krypties pakeitimus regeneratoriaus kamerose
               
            
                  Nepertraukiamieji matavimai
               
               
                  GPGB SITK reiškia kasdienines vidutines vertes
               
            
         
      
         1   lentelė
      
      
         Su GPGB SITK susijusios norminės sąlygos, taikomos į atmosferą išmetamiems teršalams
      
      
                  Veikla
               
               
                  Vienetas
               
               
                  Norminės sąlygos
               
            
                  
                     Lydymo veikla
                  
               
               
                  Įprastos lydkrosnės tolydžiojo lydymo įrenginiuose
               
               
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  8 % tūrio sudaro deguonis
               
            
                  Įprastos lydkrosnės periodinio lydymo įrenginiuose
               
               
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  13 % tūrio sudaro deguonis
               
            
                  Krosnys, kuriose deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo
               
               
                  Išmetamų teršalų kiekiai, išmatuoti kaip mg/Nm3 palyginti su etalonine deguonies koncentracija, nėra taikomi
               
            
                  Elektrinės krosnys
               
               
                  mg/Nm3
                  
                  arba
                  kg tonai išlydyto stiklo
               
               
                  Išmetamų teršalų kiekiai, išmatuoti kaip mg/Nm3 palyginti su etalonine deguonies koncentracija, nėra taikomi
               
            
                  Frito lydkrosnės
               
               
                  mg/Nm3
                  
                  arba
                  kg tonai išlydyto frito
               
               
                  Koncentracijos reiškia, kad 15 % tūrio sudaro deguonis.
                  Jeigu dujų deginimui naudojamas oras, GPGB SITK išreiškiamas išmetamųjų teršalų koncentracija (mg/Nm3).
                  Jeigu taikomas tik kuro deginimas kaip oksidatorių naudojant deguonį, GPGB SITK išreiškiamas savituoju išmetamųjų teršalų masės srautu.
                  Jeigu kuras deginimas naudojant deguonies prisotintą orą, GPGB SITK išreiškiamas išmetamųjų teršalų koncentracija (mg/Nm3) ar savituoju išmetamųjų teršalų masės srautu (kg tonai išlydyto frito)
               
            
                  Visi krosnių tipai
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo
               
               
                  Savitasis išmetamųjų teršalų masės srautas siejamas su viena tona išlydyto stiklo
               
            
                  
                     Nelydymo veikla, įskaitant tolesnius procesus
                  
               
               
                  Visi procesai
               
               
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  Deguonies pataisa netaikoma
               
            
                  Visi procesai
               
               
                  kg tonai stiklo
               
               
                  Savitasis išmetamųjų teršalų masės srautas siejamas su viena tona pagaminto stiklo
               
            
         Perskaičiavimas etalonine deguonies koncentracija
      
      Formulė išmetamųjų teršalų koncentracijai esant etaloniniam deguonies lygiui apskaičiuoti (žr. 1 lentelę) pateikta toliau.
      
         
      Kur:
      
                  ER (mg/Nm3)
               
               
                  :
               
               
                  išmetamųjų teršalų koncentracija, perskaičiuota atsižvelgiant į etaloninį deguonies lygį OR
                  
               
            
                  OR (vol %)
               
               
                  :
               
               
                  etaloninis deguonies lygis
               
            
                  EM (mg/Nm3)
               
               
                  :
               
               
                  išmetamųjų teršalų koncentracija siejama su išmatuotu deguonies lygiu OM
                  
               
            
                  OM (vol %)
               
               
                  :
               
               
                  išmatuotas deguonies lygis.
               
            
         Koncentracijų perskaičiavimas savituoju išmetamųjų teršalų masės srautu
      
      1.2–1.9 skirsniuose kaip savitieji išmetamųjų teršalų masės srautai (kg tonai išlydyto stiklo) nurodytas GPGB SITK grindžiamas toliau pateiktais skaičiavimais, išskyrus krosnis, kuriose deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis, ir, tam tikru ribotu skaičiumi atvejų, išskyrus elektrinį lydymą, kai GPGB SITK nurodomas kg tonai išlydyto stiklo, jeigu apskaičiuojama naudojant konkrečius praneštus duomenis.
      Apskaičiavimo procedūra, naudojama koncentracijas perskaičiuojant savituoju išmetamųjų teršalų masės srautu, nurodyta toliau.
      Savitasis išmetamųjų teršalų masės srautas (kg tonai išlydyto stiklo) = perskaičiavimo koeficientas × išmetamųjų teršalų masės srautas (mg/Nm3)
      kai: perskaičiavimo koeficientas = (Q/P) × 10–6
      
                  kur
               
               
                  
                              Q
                           
                           
                              =
                           
                           
                              išmetamųjų dujų kiekis (Nm3/h)
                           
                        
                              P
                           
                           
                              =
                           
                           
                              stiklo lydalo traukimo sparta (tonomis išlydyto stiklo/h).
                           
                        
            Išmetamųjų dujų tūris (Q) apskaičiuojamas atsižvelgiant į konkretų suvartojamos energijos kiekį, kuro tipą ir oksidatorių (oras, deguonies prisotintas oras ir deguonis, kurio grynumas priklauso nuo gamybos proceso). Energijos naudojimas yra sudėtinga funkcija, kuri (daugiausia) priklauso nuo krosnies tipo, stiklo tipo ir procentinės stiklo laužo dalies.
      Tačiau tam tikri veiksniai gali turėti įtakos koncentracijos ir savitojo išmetamųjų teršalų masės srauto santykiui, įskaitant:
      
                  —
               
               
                  krosnies tipą (išankstinio oro įkaitinimo temperatūra, lydymo metodai)
               
            
                  —
               
               
                  gaminamo stiklo tipą (lydymo procesui reikalingas energijos kiekis)
               
            
                  —
               
               
                  energijos rūšių derinį (iškastinis kuras ir (arba) papildomas šildymas naudojant elektros energiją)
               
            
                  —
               
               
                  iškastinio kuro tipą (nafta, dujos)
               
            
                  —
               
               
                  oksidatoriaus tipą (deguonis, oras, deguonies prisotintas oras)
               
            
                  —
               
               
                  procentinę stiklo laužo dalį
               
            
                  —
               
               
                  įkrovos sudėtį
               
            
                  —
               
               
                  bendrą krosnies eksploatavimo trukmę
               
            
                  —
               
               
                  krosnies dydį.
               
            2 lentelėje nurodyti perskaičiavimo koeficientai naudojami koncentracijos vertėmis išreikštą GPGB SITK perskaičiuojant savituoju išmetamųjų teršalų masės srautu.
      Perskaičiavimo koeficientai nustatyti remiantis veiksmingai energiją naudojančių krosnių duomenimis ir jie susiję tik su krosnimis, kuriose deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas tik oras.
      
         2   lentelė
      
      
         Mg/Nm3 perskaičiuojant kg tonai lydyto stiklo taikomi orientaciniai koeficientai, grindžiami veiksmingai energiją naudojančiomis krosnimis, kuriose deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis
      
      
                  Sektoriai
               
               
                  mg/Nm3 perskaičiuojant kg tonai lydyto stiklo taikytini koeficientai
               
            
                  Plokščiasis stiklas
               
               
                  2,5 × 10–3
                  
               
            
                  Taros stiklas
               
               
                  Bendrasis atvejis
               
               
                  1,5 × 10–3
                  
               
            
                  Konkretūs atvejai (1)
                  
               
               
                  Tyrimas kiekvienu konkrečiu atveju
                  (dažnai 3,0 × 10–3)
               
            
                  Ištisinių gijų stiklo pluoštas
               
               
                  4,5 × 10–3
                  
               
            
                  Namų apyvokos stiklo gaminiai
               
               
                  Silikatinis stiklas
               
               
                  2,5 × 10–3
                  
               
            
                  Konkretūs atvejai (2)
                  
               
               
                  Tyrimas kiekvienu konkrečiu atveju
                  (nuo 2,5 iki > 10 × 10–3; dažnai 3,0 × 10–3)
               
            
                  Mineralinė vata
               
               
                  Stiklo vata
               
               
                  2 × 10–3
                  
               
            
                  Akmens vatos skliautas
               
               
                  2,5 × 10–3
                  
               
            
                  Specialus stiklas
               
               
                  TV stiklas (ekranai)
               
               
                  3 × 10–3
                  
               
            
                  TV stiklas (elektronų spinduliavimo vamzdelio kūgis)
               
               
                  2,5 × 10–3
                  
               
            
                  Borosilikatinis stiklas (vamzdelis)
               
               
                  4 × 10–3
                  
               
            
                  Stiklo keramikos gaminiai
               
               
                  6,5 × 10–3
                  
               
            
                  Šviesos technikos stiklo gaminiai (silikatinio stiklo)
               
               
                  2,5 × 10–3
                  
               
            
                  Fritas
               
               
                  Tyrimas kiekvienu konkrečiu atveju
                  (5–7,5 × 10–3)
               
            TAM TIKRŲ ORO TERŠALŲ APIBRĖŽTYS
      Šiose GPGB išvadose ir 1.2–1.9 skirsniuose nurodytam GPGB SITK taikomos šios apibrėžtys:
      
                  NOX, išreikšti NO2
                  
               
               
                  Azoto oksido (NO) ir azoto dioksido (NO2) suma, išreikšta NO2
                  
               
            
                  SOx, išreikšti SO2
                  
               
               
                  Sieros dioksido (SO2) ir sieros trioksido (SO3) suma, išreikšta SO2
                  
               
            
                  Vandenilio chloridas, išreikštas HCl
               
               
                  Visi dujiniai chloridai, išreikšti HCl
               
            
                  Vandenilio fluoridas, išreikštas HF
               
               
                  Visi dujiniai fluoridai, išreikšti HF
               
            IŠLEIDŽIAMŲ NUOTEKŲ VIDURKINIMO LAIKOTARPIAI
      Jeigu nenurodyta kitaip, GPGB SITK nuotekose, nustatytas šiose GPGB išvadose, siejamas su vidutine jungtinio ėminio, paimto dviejų valandų ar 24 valandų laikotarpiu, verte.
      1.1.   Bendrosios GPGB išvados dėl stiklo gamybos
      
      Jeigu nenurodyta kitaip, šiame skirsnyje pateiktas GPGB išvadas galima taikyti visiems įrenginiams.
      Į 1.2–1.9 skirsnius įtrauktas konkretaus proceso GPGB taip pat taikomas bendrajam GPGB, kuris paminėtas šiame skirsnyje.
      1.1.1.   Aplinkos vadybos sistemos
      
      1.   GPGB – aplinkos vadybos sistemos (toliau – AVS), kurioms būdingos visos toliau išvardytos ypatybės, įgyvendinimas ir taikymas:
      
                  i.
               
               
                  Administracijos, įskaitant aukščiausiąją vadovybę, įsipareigojimas;
               
            
                  ii.
               
               
                  aplinkos politikos, kuri apimtų nuolatinį įrenginio modernizavimą, už kurį atsakinga administracija, apibrėžimas;
               
            
                  iii.
               
               
                  planavimas ir būtinų procedūrų parengimas, tikslų ir užduočių nustatymas, jas susiejant su finansiniu planavimu ir investavimu;
               
            
                  iv.
               
               
                  procedūrų įgyvendinimas, ypatingą dėmesį skiriant:
                  
                              a)
                           
                           
                              struktūrai ir atsakomybei
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              mokymui, išmanymui ir kompetencijai
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              ryšiams
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              darbuotojų dalyvavimui
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              dokumentams
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              veiksmingai procesų kontrolei
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              techninės priežiūros programoms
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              avarinei parengčiai ir reagavimui
                           
                        
                              i)
                           
                           
                              atitikties aplinkos teisės aktams užtikrinimui.
                           
                        
            
                  v.
               
               
                  veiklos parametrų tikrinimas ir ištaisomųjų veiksmų vykdymas, ypatingą dėmesį skiriant:
                  
                              a)
                           
                           
                              stebėjimui ir matavimui (žr. taip pat informacinį dokumentą „Bendrieji stebėsenos principai“)
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              ištaisomiesiems ir prevenciniams veiksmams
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              įrašų tvarkymui
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              nepriklausomam (jeigu įmanoma) vidaus ar išorės auditui siekiant nustatyti, ar AVS atitinka numatytas priemones ar jų neatitinka ir ar ji tinkamai įgyvendinama bei prižiūrima;
                           
                        
            
                  vi.
               
               
                  AVS persvarstymas ir jos nuolatinio tinkamumo, pakankamumo ir veiksmingumo užtikrinimas (šią užduotį atlieka aukščiausioji vadovybė);
               
            
                  vii.
               
               
                  švaresnių technologijų plėtros stebėjimas;
               
            
                  viii.
               
               
                  rengiant naujo įrenginio projektą, atsižvelgimas į poveikį aplinkai, kuris būtų padarytas galiausiai nutraukus įrenginio eksploatavimą, ir į šį poveikį visu jo eksploatavimo laikotarpiu;
               
            
                  ix.
               
               
                  reguliarus lyginamosios sektoriaus analizės taikymas.
               
            Pritaikomumas
      AVS taikymo sritis (pvz., išsamumas) ir pobūdis (pvz., standartizuota ar nestandartizuota) apskritai susijęs su įrenginio pobūdžiu, mastu bei jo sudėtingumu ir poveikio aplinkai, kurį įrenginys gali sukelti, aprėptimi.
      1.1.2.   Energijos naudojimo veiksmingumas
      
      2.   GPGB –konkretaus sunaudojamos energijos kiekio mažinimas, taikant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Proceso optimizavimas kontroliuojant veiklos parametrus
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomi metodai
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Reguliari techninė lydkrosnės priežiūra
                           
                        
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Krosnies konstrukcijos optimizavimas ir lydymo metodo pasirinkimas
                           
                        
               
                  Taikoma naujiems įrenginiams.
                  Esamų įrenginių atveju tenka visiškai perstatyti krosnį
               
            
                  
                              iv.
                           
                           
                              Degimo proceso kontrolės metodų taikymas
                           
                        
               
                  Taikoma krosnims, kuriose deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas oras ir (arba) deguonis
               
            
                  
                              v.
                           
                           
                              Didesnio stiklo laužo kiekio naudojimas, jeigu turima stiklo laužo ir jeigu šis naudojimas yra techniškai ir ekonomiškai perspektyvus
                           
                        
               
                  Netaikoma ištisinių gijų stiklo pluošto, aukštos temperatūros izoliavimo vatos ir frito sektoriams
               
            
                  
                              vi.
                           
                           
                              Atliekinės šilumos katilo naudojimas energijai atgauti, jei šis atgavimas techniškai ir ekonomiškai perspektyvus
                           
                        
               
                  Taikoma krosnims, kuriose deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas oras ir (arba) deguonis.
                  Metodo pritaikomumas ir ekonominis perspektyvumas susijęs su bendruoju veiksmingumu, kurį galima užtikrinti, įskaitant efektyvų pagaminamų garų naudojimą
               
            
                  
                              vii.
                           
                           
                              Įkrovos ir stiklo laužo išankstinis pašildymas, jeigu ši priemonė techniškai ir ekonomiškai perspektyvi
                           
                        
               
                  Taikoma krosnims, kuriose deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas oras ir (arba) deguonis.
                  Paprastai taikoma tik toms įkrovoms, kurių daugiau nei 50 % sudaro stiklo laužas
               
            1.1.3.   Medžiagų laikymas ir tvarkymas
      
      3.   GPGB – laikant ir tvarkant kietąsias medžiagas sklindančių dulkių prevencija arba, jeigu nėra priemonių tai padaryti, jų kiekio mažinimas, naudojant vieną iš nurodytų metodų ar jų derinį:
      
                  I.
               
               
                  Žaliavų laikymas
                  
                              i.
                           
                           
                              Biriąsias miltelines medžiagas laikyti uždaruose bokštuose, kuriuose įmontuota dulkių sulaikymo sistema (pvz., audeklinis filtras)
                           
                        
                              ii.
                           
                           
                              Iš smulkiųjų dalelių sudarytas medžiagas laikyti uždarose talpyklose ar sandariuose maišuose
                           
                        
                              iii.
                           
                           
                              Rupias dulkingas medžiagas laikyti uždengtas krūvose
                           
                        
                              iv.
                           
                           
                              Naudoti kelių valymo transporto priemonės ir drėkinimo vandeniui metodus
                           
                        
            
                  II.
               
               
                  Žaliavų tvarkymas
                  
                              Metodas
                           
                           
                              Pritaikomumas
                           
                        
                              
                                          i.
                                       
                                       
                                          Medžiagas, kurios gabenamos virš žemės paviršiaus, gabenkite uždaraisiais konvejeriais, kad nebūtų patiriama materialinių nuostolių
                                       
                                    
                           
                              Dažniausiai taikomi metodai
                           
                        
                              
                                          ii.
                                       
                                       
                                          Jeigu taikomas pneumatinis gabenimas, naudokite sandarią sistemą su sumontuotu filtru, išvalančiu orą, kuris naudotas gabenant ir kuris išleidžiamas
                                       
                                    
                        
                              
                                          iii.
                                       
                                       
                                          Įkrovos drėkinimas
                                       
                                    
                           
                              Šį metodą galima naudoti tik iš dalies, nes jį naudojant sumažėja krosnies energijos naudojimo veiksmingumas. Apribojimai gali būti nustatyti tam tikros sudėties įkrovoms, visų pirma gaminant borosilikatinį stiklą
                           
                        
                              
                                          iv.
                                       
                                       
                                          Nedidelės vertės neigiamojo slėgio taikymas krosnyje
                                       
                                    
                           
                              Taikomas tik kaip eksploatavimui būdinga savybė (t. y. frito gamybos lydkrosnėse), nes taikant šį metodą mažėja krosnies energijos naudojimo veiksmingumas
                           
                        
                              
                                          v.
                                       
                                       
                                          Žaliavų, kurios nesukelia apdeginimo (visų pirma, dolomitų ir kalkakmenio), naudojimas. Apdeginimo reiškinys susijęs su mineralų, kurie veikiami karščio, trūkinėjimu, dėl kurio vėliau gali padidėti išmetamas dulkių kiekis
                                       
                                    
                           
                              Taikomas atsižvelgiant į ribotas galimybes gauti žaliavų
                           
                        
                              
                                          vi.
                                       
                                       
                                          Ištraukimo naudojimas, kai oro srautas nukreipiamas į proceso filtrų sistemą, kur gali susidaryti dulkių (pvz., maišo anga, frito įkrovos maišymas, dulkių šalinimas iš audeklinio filtro, šalto kupolo lydymo įrenginiai)
                                       
                                    
                           
                              Dažniausiai taikomi metodai
                           
                        
                              
                                          vii.
                                       
                                       
                                          Uždarųjų sraigtinių tiektuvų naudojimas
                                       
                                    
                        
                              
                                          viii.
                                       
                                       
                                          Tiekimo dėžių sandarinimas
                                       
                                    
                           
                              Paprastai taikomas metodas. Gali tekti taikyti aušinimą siekiant užtikrinti, kad nebūtų pažeista įranga
                           
                        
            4.   GPGB – laikant ir tvarkant lakiąsias žaliavas sklindančių dujinių teršalų prevencija arba, jeigu nėra priemonių tai padaryti, jų kiekio mažinimas, naudojant vieną iš nurodytų metodų ar jų derinį:
      
                  i.
               
               
                  Talpyklas, kuriose laikomos nesupakuotos biriosios medžiagos ir kuriose, kai jas įkaitina saulė, kinta temperatūra, nudažyti mažą saulės šilumos kiekį sugeriančiais dažais.
               
            
                  ii.
               
               
                  Laikant lakiąsias žaliavas reguliuoti temperatūrą.
               
            
                  iii.
               
               
                  Izoliuoti talpyklas, kuriose laikomos lakiosios žaliavos.
               
            
                  iv.
               
               
                  Tvarkyti atsargas
               
            
                  v.
               
               
                  Laikant didelius lakiųjų naftos produktų kiekius naudoti talpyklas plūdriaisiais stogais
               
            
                  vi.
               
               
                  Perkraunant lakiuosius skysčius (pvz., iš automobilinių cisternų į laikymo talpyklas) naudoti grąžinamojo garų surinkimo sistemas.
               
            
                  vii.
               
               
                  Laikant skystąsias žaliavas naudoti talpyklas gofruotu guminiu stogu.
               
            
                  viii.
               
               
                  Talpyklose, kurios pritaikytos slėgio pokyčiams, naudoti slėgimo ir (arba) vakuumo vožtuvus.
               
            
                  ix.
               
               
                  Laikant pavojingas medžiagas, apdoroti išmetamąsias medžiagas (pvz., adsorbcijos, absorbcijos, kondensacijos būdu).
               
            
                  x.
               
               
                  Laikant skysčius, kurie lengvai suputoja, pripildant naudoti po paviršiumi esantį skysčio horizontą.
               
            1.1.4.   Bendrieji pirminiai metodai
      
      5.   GPGB - sunaudojamo energijos kiekio ir į atmosferą išmetamo teršalų kiekio mažinimas, nuolat stebint eksploatacinius parametrus ir atliekant programuotąją lydkrosnės techninę priežiūrą
      
                  Metodas
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  Metodą sudaro tam tikros stebėjimo ir techninės priežiūros operacijos, kurias galima naudoti pavienes ar jų derinius atsižvelgiant į krosnies tipą ir siekiant kiek galima sulėtinti krosnies senėjimo procesą; šioms operacijoms priskiriamas krosnies ir degimo skyrių sandarinimas, didžiausio izoliavimo užtikrinimas, stabilios liepsnos sąlygų kontrolė, kuro ir oro santykio reguliavimas ir t. t.
               
               
                  Taikoma regenerecinėms, rekuperacinėms krosnims ir krosnims, kuriose deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis.
                  Šį metodą norint taikyti kitų tipų krosnims, privaloma atlikti konkretaus įrenginio įvertinimą.
               
            6.   GPGB – rūpestingas visų medžiagų ir žaliavų, kurios patenka į lydkrosnę pasirinkimas ir kontrolė, siekiant sumažinti į atmosferą išmetamų teršalų kiekį ar užkirsti šiam išmetimui kelią, naudojant vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Žaliavų ir išorės stiklo laužo, kuriame yra mažas priemaišų (pvz., metalų, chloridų, fluoridų) kiekis, naudojimas
                           
                        
               
                  Taikymas ribojamas atsižvelgiant į įrenginiu gaminamo stiklo tipą ir galimybę gauti žaliavų bei kuro
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Pakaitinių žaliavų naudojimas (pvz., tų žaliavų, kurių lakumas yra mažesnis)
                           
                        
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Kuro, kuriame yra mažiau metalo priemaišų, naudojimas
                           
                        
            7.   GPGB – reguliari išmetamo teršalų kiekio ir (arba) kitų su procesu susijusių parametrų stebėsena, įskaitant:
      
                  Metodas
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Nuolatinį kritinių proceso parametrų stebėjimą siekiant užtikrinti proceso stabilumą, pvz., temperatūrą, kuro tiekimą ir oro srautą
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomi metodai
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Reguliarų proceso parametrų stebėjimą siekiant užkirsti kelią taršai ir (arba) ją sumažinti, pvz., O2 kiekis kūryklų dujose, kad būtų kontroliuojamas kuro ir oro santykis.
                           
                        
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Nepertraukiamąjį išmetamų dulkių, NOx ir SO2 kiekio matavimą ar epizodinį matavimą bent du kartus per metus, susijusį su pakaitinių parametrų kontrole, siekiant užtikrinti, kad apdorojimo sistema tarp matavimų veikia tinkamai
                           
                        
            
                  
                              iv.
                           
                           
                              Nepertraukiamąjį ar reguliarų periodinį išmetamo NH3 kiekio matavimą, kai taikoma selektyvioji katalizinė redukcija (toliau – SEK) arba selektyvioji nekatalizinė redukcija (toliau – SNKR)
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomi metodai
               
            
                  
                              v.
                           
                           
                              Nepertraukiamąjį ar reguliarų periodinį išmetamo CO kiekio matavimą, kai siekiant sumažinti išmetamą NOx kiekį taikomi pirminiai metodai ar cheminės redukcijos, kuriai naudojamas kuras, metodai arba gali vykti dalinis degimas.
                           
                        
            
                  
                              vi.
                           
                           
                              Reguliarų periodinį išmetamo HCl, HF, CO ir metalų kiekio matavimą, visų pirma, jeigu naudojamos žaliavos, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, arba jeigu gali būti atliekamas dalinis deginimas
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomi metodai
               
            
                  
                              vii.
                           
                           
                              Nepertraukiamąjį pakaitinių parametrų stebėjimą siekiant užtikrinti, kad išmetamųjų dujų apdorojimo sistema veiktų tinkamai ir kad atliekant epizodinį matavimą būtų išlaikomas pastovus išmetamų teršalų lygis. Pakaitinių parametrų stebėjimas aprėpia: reagento tiekimą, temperatūrą, vandens tiekimą, įtampą, dulkių šalinimą, ventiliatoriaus sūkių dažnį ir t. t.
                           
                        
            8.   GPGB – išmetamųjų dujų apdorojimo sistemos eksploatavimas įprastomis veiklos sąlygomis esant optimaliam pajėgumui ir prieinamumui, siekiant užkirsti kelią teršalų išmetimui ar sumažinti jų kiekį
      Pritaikomumas
      Galima apibrėžti konkrečiomis eksploatavimo sąlygomis taikomas specialias procedūras, visų pirma:
      
                  i.
               
               
                  atliekant paleidimo ir išjungimo operacijas
               
            
                  ii.
               
               
                  atliekant kitas specialias operacijas, kurios galėtų turėti įtakos tinkamam sistemų veikimui (pvz., reguliarūs ir neeiliniai krosnies ir (arba) išmetamųjų dujų apdorojimo sistemos techninės priežiūros ir valymo darbai arba visiškas gamybos pakeitimas)
               
            
                  iii.
               
               
                  jeigu nustatomas nepakankamas išmetamųjų dujų srautas ar temperatūra, kuriai nusistovėjus sistemos neįmanoma naudoti visu pajėgumu.
               
            9.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo anglies monoksido (CO) kiekio ribojimas, naudojant pirminius metodus ar cheminę redukciją, kuriai naudojamas kuras, kad būtų sumažintas išmetamas NOx kiekis
      
                  Metodas
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  Pirminiai išmetamo NOx kiekio sumažinimo metodai grindžiami degimo proceso modifikavimu (pvz., oro ir degalų santykio sumažinimu, pakopinio veikimo mažą NOx kiekį išmetantys degikliai ir t. t.) Taikant cheminę redukciją, kuriai naudojamas kuras, vandenilinis kuras purškiamas į išmetamųjų dujų srautą siekiant sumažinti krosnyje susidariusių NOx kiekį.
                  Taikant minėtus metodus išmetamą didesnį CO kiekį galima apriboti nuodugniai kontroliuojant eksploatacinius parametrus.
               
               
                  Taikoma įprastose krosnyse, kuriose kaip kuro oksidatorius naudojamas oras.
               
            
         
      
         3   lentelė
      
      
         Iš lydkrosnių išmetamo anglies monoksido GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  Anglies monoksidas, išreikštas CO
               
               
                  < 100 mg/Nm3
                  
               
            10.   GPGB – išmetamo amoniako (NH3) kiekio ribojimas, naudojant selektyviosios katalizinės redukcijos (SEK) ar selektyviosios nekatalizinės redukcijos (SNKR) metodais, kuriais siekiama veiksmingai sumažinti išmetamą NOx kiekį
      
                  Metodas
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  Taikant šį metodą nustatomos ir išlaikomos tinkamos išmetamųjų dujų apdorojimo SEK ir SNKR sistemų veikimo sąlygos, siekiant sumažinti išmetamą reakcijose nepanaudoto amoniako kiekį.
               
               
                  Taikoma lydkrosnėse, kuriose sumontuotos SEK ar SNKR sistemos
               
            
         
      
         4   lentelė
      
      
         Naudojant SEK ir SNKR metodus išmetamas amoniako GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK (3)
                  
               
            
                  Amoniakas, išreikštas NH3
                  
               
               
                  < 5–30 mg/Nm3
                  
               
            11.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo boro kiekio mažinimas, jeigu boro junginiai naudojami formuojant įkrovą; šiuo tikslu pasirenkamas vienas iš šių metodų ar jų derinys:
      
                  Metodas (4)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Tinkamos temperatūros filtravimo sistemos naudojimas siekiant padidinti kietosios būsenos boro junginių atskyrimą; atsižvelgtina į tą ypatybę, kad tam tikrų rūšių boro rūgšties dujinių junginių gali būti kūryklų dujose žemesnėje nei 200 °C temperatūroje ir net 60 °C temperatūroje
                           
                        
               
                  Pritaikomumas esamiems įrenginiams gali būti ribotas atsižvelgiant į techninius apribojimus, susijusius su naudojamos filtrų sistemos padėtimi ir savybėmis
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
               
                  Pritaikomumas gali būti ribotas dėl sumažėjusio kitų dujinių teršalų (SOX, HCl, HF) šalinimo veiksmingumo, kurį sukelia ant sausojo šarminio reagento paviršiaus susiformavusios boro junginių nuosėdos
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Šlapiasis dujų valymas
                           
                        
               
                  Pritaikomumas esamiems įrenginiams gali būti ribotas dėl poreikio taikyti tam tikrą nuotekų apdorojimo metodą
               
            Stebėsena
      Išmetamo boro kiekio stebėsena turėtų būti atliekama taikant konkrečią metodiką, leidžiančią išmatuoti kietosios ir dujinės formos boro kiekį ir nustatyti šių formų boro šalinimo iš kūryklų dujų veiksmingumą.
      1.1.5.   Stiklo gamybos procesų metu į vandenį išmetami teršalai
      
      12.   GPGB – sunaudojamo vandens kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Išsiliejimų ir nuotėkių skaičiaus sumažinimas
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Aušinimo ir valymo vandens pakartotinis naudojimas, jeigu vanduo jau buvo panaudotas valant
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas.
                  Dujoms valyti naudoto vandens pakartotinis naudojimas taikomas beveik visose dujų valymo skysčiais sistemose; tačiau periodiškai tenka išleisti skystį ir pakeisti valymo priemonę
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Pusiau uždarojo ciklo vandens sistemos naudojimas, jeigu tai perspektyvu techniškai ir ekonomiškai
                           
                        
               
                  Šio metodo taikymas gali būti apribotas nuostatomis, susijusiomis su saugos valdymu organizuojant gamybos procesą. Visų pirma:
                  
                              —
                           
                           
                              atviros grandinės aušinimo sistemą galima naudoti, jeigu ją privaloma taikyti dėl su sauga susijusių priežasčių (pvz., incidentai aušinant didelius stiklo kiekius)
                           
                        
                              —
                           
                           
                              tam tikriems konkretiems procesams (pvz., tolesnėje veikloje gaminant ištisinių gijų stiklo pluoštą, taikant poliravimą rūgštimi buitinių stiklo gaminių ir specialaus stiklo sektoriuose ir t. t.) naudojamą visą vandenį ar jo dalį gali tekti išleisti į nuotekų valymo sistemą
                           
                        
            13.   GPGB – išleidžiamose nuotekose esančio teršalų kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių nuotekų valymo sistemų arba jų derinį:
      
                  Metodas
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Įprastiniai teršalų kontrolės metodai, pvz., nusodinimas, rūšiavimas, nugriebimas, neutralizavimas, filtravimas, aeravimas, nuosėdų išskyrimas, koaguliacija, flokuliacija ir t. t.
                              Įprastinai laikant skystąsias žaliavas ir tarpines chemines medžiagas naudojami gerosios patirties metodai, kuriais kontroliuojamas išmetamas teršalų kiekis, pvz., izoliavimo priemonės, talpyklų tikrinimas ir (arba) bandymas, apsauga nuo perpildymo ir t. t.
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomi metodai
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Biologinio valymo sistemos, pvz., aktyviojo dumblo naudojimas, biologinio filtravimo taikymas, siekiant pašalinti ir (arba) suskaidyti organinius komponentus
                           
                        
               
                  Taikoma tik tuose sektoriuose, kuriuose gamybos procese naudojamos organinės medžiagos (pvz., ištisinių gijų stiklo pluošto ir mineralinės vatos sektoriuose)
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Išleidimas į miesto nuotekų valymo įrenginius
                           
                        
               
                  Taikoma įrenginiuose, kuriuose būtina toliau mažinti teršalų kiekį
               
            
                  
                              iv.
                           
                           
                              Išorinis pakartotinis nuotekų naudojimas
                           
                        
               
                  Daugiausia taikoma frito sektoriui (galima pakartotinai naudoti keramikos sektoriuje)
               
            
         
      
         5   lentelė
      
      
         Gaminant stiklą į paviršinius vandenis išleidžiamų nuotekų GPGB SITK
      
      
                  Parametras (5)
                  
               
               
                  Vienetas
               
               
                  GPGB SITK (6)
                  
                  (jungtinis ėminys)
               
            
                  pH
               
               
                  —
               
               
                  6,5–9
               
            
                  Bendras suspenduotų kietųjų dalelių kiekis
               
               
                  mg/l
               
               
                  < 30
               
            
                  Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)
               
               
                  mg/l
               
               
                  < 5–130 (7)
                  
               
            
                  Sulfatai, išreikšti SO4
                     2–
                  
               
               
                  mg/l
               
               
                  < 1 000
               
            
                  fluoridai, išreikšti F–
                  
               
               
                  mg/l
               
               
                  < 6 (8)
                  
               
            
                  Bendras angliavandenilių kiekis
               
               
                  mg/l
               
               
                  < 15 (9)
                  
               
            
                  Švinas, išreikštas Pb
               
               
                  mg/l
               
               
                  < 0,05–0,3 (10)
                  
               
            
                  Stibis, išreikštas Sb
               
               
                  mg/l
               
               
                  < 0,5
               
            
                  Arsenas, išreikštas As
               
               
                  mg/l
               
               
                  < 0,3
               
            
                  Baris, išreikštas Ba
               
               
                  mg/l
               
               
                  < 3,0
               
            
                  Cinkas, išreikštas Zn
               
               
                  mg/l
               
               
                  < 0,5
               
            
                  Varis, išreikštas Cu
               
               
                  mg/l
               
               
                  < 0,3
               
            
                  Chromas, išreikštas Cr
               
               
                  mg/l
               
               
                  < 0,3
               
            
                  Kadmis, išreikštas Cd
               
               
                  mg/l
               
               
                  < 0,05
               
            
                  Alavas, išreikštas Sn
               
               
                  mg/l
               
               
                  < 0,5
               
            
                  Nikelis, išreikštas Ni
               
               
                  mg/l
               
               
                  < 0,5
               
            
                  Amoniakas, išreikštas NH4
                  
               
               
                  mg/l
               
               
                  < 10
               
            
                  Baris, išreikštas B
               
               
                  mg/l
               
               
                  < 1–3
               
            
                  Fenolis
               
               
                  mg/l
               
               
                  < 1
               
            1.1.6.   Stiklo gamybos procesų metu susidarančios atliekos
      
      14.   GPGB – šalintinų atliekų kiekio mažinimas, naudojant vieną iš nurodytų metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Įkrovos medžiagų atliekų naudojimas grąžinamajam perdirbimui, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į kokybės reikalavimus
                           
                        
               
                  Pritaikomumas gali būti ribojamas atsižvelgiant į galutinio stiklo produkto kokybę
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Laikant ir tvarkant žaliavas patiriamų materialinių nuostolių mažinimas
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Vidinio stiklo laužo, kuris gaunamas iš atmestų gaminių, naudojimas grąžinamajam perdirbimui
                           
                        
               
                  Paprastai netaikoma ištisinių gijų stiklo pluošto, aukštos temperatūros izoliavimo vatos ir frito sektoriams
               
            
                  
                              iv.
                           
                           
                              Formuojant įkrovą susidarančių dulkių naudojimas grąžinamajam perdirbimui, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į kokybės reikalavimus
                           
                        
               
                  Pritaikomumą gali tekti riboti atsižvelgiant į įvairius veiksnius:
                  
                              —
                           
                           
                              galutinio stiklo produkto kokybės reikalavimus
                           
                        
                              —
                           
                           
                              formuojant įkrovą naudojamo stiklo laužo procentinę dalį
                           
                        
                              —
                           
                           
                              galimą perkėlimo reiškinį ir ugniai atsparių medžiagų koroziją
                           
                        
                              —
                           
                           
                              sieros balanso apribojimus
                           
                        
            
                  
                              v.
                           
                           
                              Kietųjų atliekų ir (arba) dumblo vertės didinimas atitinkamai naudojant vietoje (pvz., valant vandenyje sukauptą dumblą) ar kituose sektoriuose
                           
                        
               
                  Paprastai taikoma namų apyvokos stiklo gaminių sektoriuje (pjaunant švino krištolą susidarančiam dumblui) ir stiklo taros sektoriuje (smulkioms su alyva susimaišiusioms stiklo dalelėms)
                  Mažai taikomas kituose stiklo gamybos sektoriuose dėl nenuspėjamos, užterštos sudėties, mažo kiekio ir mažo ekonominio perspektyvumo
               
            
                  
                              vi.
                           
                           
                              Vertės suteikimas panaudotoms ugniai atsparioms medžiagoms, kad jas būtų galima naudoti kituose sektoriuose
                           
                        
               
                  Pritaikomumas ribotas dėl ugniai atsparių medžiagų gamintojų ir galimų galutinių naudotojų nustatytų apribojimų
               
            
                  
                              vii.
                           
                           
                              Briketų gaminimas iš atliekų naudojant cementą, kad juos būtų galima naudoti šachtinėse lydkrosnėse su karštu pūtimu, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į kokybės reikalavimus
                           
                        
               
                  Naudojant cementą iš atliekų pagaminti briketai taikomi tik akmens vatos sektoriuje.
                  Reikėtų rasti pusiausvyrą tarp į atmosferą išmetamų teršalų kiekio ir kietųjų atliekų srauto
               
            1.1.7.   Stiklo gamybos procesų metu skleidžiamas triukšmas
      
      15.   GPGB – skleidžiamo triukšmo sumažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  i.
               
               
                  Įvertinti aplinkos triukšmą ir parengti triukšmo valdymo planą, atsižvelgiant į vietos aplinką.
               
            
                  ii.
               
               
                  Triukšmą skleidžiančią įrangą naudoti ir (arba) procesą vykdyti atskiroje konstrukcijoje ir (arba) gamybos vienete
               
            
                  iii.
               
               
                  Naudoti pylimus triukšmo šaltiniui atitverti
               
            
                  iv.
               
               
                  Lauke vykdomą triukšmingą veiklą vykdyti dienos metu
               
            
                  v.
               
               
                  Atsižvelgiant į vietos sąlygas, tarp įrenginio ir saugomos teritorijos naudoti triukšmą sulaikančias sienas ar gamtines kliūtis (medžius, krūmus).
               
            1.2.   GPGB išvados dėl stiklo taros gamybos
      
      Jeigu nenurodyta kitaip, šiame skirsnyje pateiktas GPGB išvadas galima taikyti visiems gaminant stiklo tarą naudojamiems Įrenginiams.
      1.2.1.   Iš lydkrosnių išmetamas dulkių kiekis
      
      16.   GPGB – dulkių, kurios išsiskiria iš lydkrosnės išmetamų dujų, kiekio mažinimas, naudojant kūryklų dujų valymo sistemą, pvz., elektrostatinį nusodintuvą ar rankovinį filtrą.
      
                  Metodas (11)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  Kūryklų dujų valymo sistemas sudaro paskutiniame etape taikomi teršalų šalinimo metodai, grindžiami visų medžiagų, kurios matavimo taške būna kietosios būsenos, filtravimu.
               
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
         
      
         6   lentelė
      
      
         Stiklo taros sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas dulkių GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (12)
                  
               
            
                  Dulkės
               
               
                  < 10–20
               
               
                  < 0,015–0,06
               
            1.2.2.   Iš lydkrosnių išmetamas azoto oksidų (NOX) kiekis
      
      17.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo NOx kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  I.
               
               
                  pirminiai metodai, pvz.:
                  
                              Metodas (13)
                              
                           
                           
                              Pritaikomumas
                           
                        i.   Degimo proceso modifikavimas
                           
                        
                              
                                          a)
                                       
                                       
                                          Oro ir kuro santykio mažinimas
                                       
                                    
                           
                              Taikoma įprastoms lydkrosnėms, kuriose kaip kuro oksidatorius naudojamas oras.
                              Didžiausia nauda užtikrinama atlikus įprastą krosnies remontą ar visiškai ją perstačius, šias priemones derinant su tinkamiausia krosnies konstrukcija ir geometrija
                           
                        
                              
                                          b)
                                       
                                       
                                          Mažesnė degimui tiekiamo oro temperatūra
                                       
                                    
                           
                              Taikoma tik tam tikromis su įranga susijusiomis aplinkybėmis, nes sumažėja lydkrosnės veiksmingumas ir joje sunaudojama daugiau kuro (t. y. vietoj regeneracinių krosnių naudojamos rekuperacinės krosnys)
                           
                        
                              
                                          c)
                                       
                                       
                                          Pakopinis deginimas
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tiekiamo oro srauto dalijimas
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tiekiamo kuro srauto dalijimas
                                                   
                                                
                                    
                           
                              Tiekiamo kuro srauto dalijimas taikomas daugeliui įprastų krosnių, kuriose kaip oksidatorius naudojamas oras.
                              Tiekiamo oro srauto dalijimas retai pritaikomas, nes šis procesas yra techniškai sudėtingas
                           
                        
                              
                                          d)
                                       
                                       
                                          Kūryklų dujų recirkuliacija
                                       
                                    
                           
                              Taikant šį metodą turi būti naudojami specialūs degikliai, kuriais automatiškai reguliuojama išmetamųjų dujų recirkuliacija
                           
                        
                              
                                          e)
                                       
                                       
                                          Degikliai, kuriuos naudojant išmetamas mažas NOx kiekis
                                       
                                    
                           
                              Dažniausiai taikomas metodas.
                              Šį metodą taikant skersinės liepsnos, dujomis kūrenamoms krosnims, nauda aplinkai apskritai yra mažesnė; tai lemia techniniai apribojimai ir mažesnis krosnies panaudojimo lankstumas.
                              Didžiausia nauda užtikrinama atlikus įprastą krosnies remontą ar visiškai ją perstačius, šias priemones derinant su tinkamiausia krosnies konstrukcija ir geometrija
                           
                        
                              
                                          f)
                                       
                                       
                                          Kuro pasirinkimas
                                       
                                    
                           
                              Pritaikomumas ribotas, nes, atsižvelgiant į valstybės narės vykdomą energetikos politiką, ne visada yra galimybių gauti skirtingų rūšių kuro
                           
                        
                              
                                          ii.
                                       
                                       
                                          Speciali krosnies konstrukcija
                                       
                                    
                           
                              Pritaikomumas susijęs tik su įkrovos, kurią sudaro didelis išorės stiklo laužo kiekis (> 70 %), formavimu.
                              Renkantis šį metodą reikia visiškai perstatyti lydkrosnę.
                              Dėl lydkrosnės formos (ilga ir siaura) gali tekti spręsti su erdvės stoka susijusius klausimus
                           
                        
                              
                                          iii.
                                       
                                       
                                          Elektrinis lydymas
                                       
                                    
                           
                              Netaikoma gaminant didelius stiklo kiekius (> 300 tonų per dieną)
                              Netaikoma tuo atveju, jeigu kiekvieną kartą reikia pagaminti labai skirtingą stiklo kiekį.
                              Pasirinkus šį metodą, reikia visiškai perstatyti krosnį
                           
                        
                              
                                          iv.
                                       
                                       
                                          Lydymas, kai deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis
                                       
                                    
                           
                              Didžiausia nauda aplinkai užtikrinama tada, kai šis metodas taikomas visiškai perstatant lydkrosnę
                           
                        
            
                  II.
               
               
                  antriniai metodai, pvz.:
                  
                              Metodas (14)
                              
                           
                           
                              Pritaikomumas
                           
                        
                              
                                          i.
                                       
                                       
                                          Selektyvioji katalizinė redukcija (SEK)
                                       
                                    
                           
                              Taikant šį metodą gali tekti modernizuoti dulkių sulaikymo sistemą, siekiant užtikrinti mažesnę nei 10–15 mg/Nm3 dulkių koncentraciją, ir sieros pašalinimo sistemą, kad būtų šalinamas išmetamas SOX kiekis.
                              Kadangi būtina išlaikyti optimalią veikimo temperatūrą, šis metodas taikomas tik naudojant elektrostatinius nusodintuvus. Apskritai metodas netaikomas rankovinio filtro sistemai, nes dėl žemos veikimo temperatūros (jos intervalas 180–200 °C) reikėtų pašildyti išmetamąsias dujas.
                              Taikant šį metodą gali reikėti daug erdvės.
                           
                        
                              
                                          ii.
                                       
                                       
                                          Selektyvioji nekatalizinė redukcija (SEK)
                                       
                                    
                           
                              Šis metodas taikomas rekuperacinėms lydkrosnėms.
                              Šis metodas gana sunkiai pritaikomas įprastoms regeneracinėms lydkrosnėms, nes būtų sunku užtikrinti reikalingą temperatūrą, ir jį naudojant kūryklų dujų nepavyktų tinkamai sumaišyti su reagentu.
                              Jį galima taikyti naujose regeneracinėse krosnyse, kuriose sumontuoti periodiniai regeneratoriai; tačiau sunku išlaikyti temperatūrų intervalą, nes dėl kintančios liepsnos krypties kamerose cikliškai kinta temperatūros vertė.
                           
                        
            
         7   lentelė
      
      
         Stiklo taros sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas NOX GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  BAT
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (15)
                  
               
            
                  NOx, išreikštas NO2
                  
               
               
                  Degimo modifikavimas, specialios krosnių konstrukcijos (16)
                      (17)
                  
               
               
                  500–800
               
               
                  0,75–1,2
               
            
                  Elektrinis lydymas
               
               
                  < 100
               
               
                  < 0,3
               
            
                  Lydymas, kai deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis (18)
                  
               
               
                  Netaikoma
               
               
                  < 0,5–0,8
               
            
                  Antriniai metodai
               
               
                  < 500
               
               
                  < 0,75
               
            18.   Jeigu formuojant įkrovą naudojami nitratai ir (arba) siekiant užtikrinti galutinio produkto kokybę lydkrosnėje turi būti sudarytos specialios oksiduojančio degimo sąlygos, GPGB – tai išmetamo NOx kiekio mažinimas, mažinant šių žaliavų naudojimą ir taikant pirminius ar antrinius metodus
      GPGB SITK nustatytas 7 lentelėje.
      Jeigu formuojant įkrovą naudojami nitratai, trumpųjų lydkrosnės kampanijų ar lydkrosnių, kurių pajėgumas < 100 tonų per dieną, GPGB SITK nustatyti 8 lentelėje.
      
                  Metodas (19)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  Pirminiai metodai:
                  
                              —
                           
                           
                              Formuojant įkrovą naudojamų nitratų kiekio mažinimas
                              Nitratai naudojami gaminant labai aukštos kokybės produktus (t. y. įmantrią pakuotę, kvepalų buteliukus ir kosmetikos produktų talpyklas).
                              Pakaitinės veiksmingos medžiagos yra sulfatai, arseno dioksidai, cerio oksidas
                              Užuot naudojus nitratus galima modifikuoti procesą (pvz., sudaryti specialias oksiduojančio degimo sąlygas)
                           
                        
               
                  Nitratų pakeitimą formuojant įkrovą gali riboti didelės su pakaitinėmis medžiagomis susijusios išlaidos ir (arba) didesnis poveikis aplinkai
               
            
         
      
         8   lentelė
      
      
         Stiklo taros sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas NOX GPGB SITK, jeigu formuojant įkrovą naudojami nitratai ir (arba) lydkrosnėje sudaromos specialios oksiduojančio degimo sąlygos, kai vykdoma trumpoji lydkrosnės kampanija arba kai lydkrosnės pajėgumas yra < 100 tonų per dieną
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (20)
                  
               
            
                  NOx, išreikšti NO2
                  
               
               
                  Pirminiai metodai
               
               
                  < 1 000
               
               
                  < 3
               
            1.2.3.   Iš lydkrosnių išmetamas sieros oksidų (SOX) kiekis
      
      19.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo SOx kiekio sumažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (21)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Sieros kiekio mažinimas formuojant įkrovą ir sieros balanso optimizavimas
                           
                        
               
                  Sieros kiekio mažinimas formuojant įkrovą paprastai taikomas atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su galutinio stiklo produktui taikomais kokybės reikalavimais.
                  Siekiant optimizuoti sieros balansą reikia derinti išmetamo SOX kiekio šalinimo ir kietųjų atliekų (filtro dulkių) valdymo priemones.
                  Veiksmingas išmetamo SOx kiekio mažinimas susijęs su sieros junginių išlaikymu stikle ir, atsižvelgiant į stiklo tipą, šis išlaikymas gali gerokai skirtis.
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Mažai sieros turinčio kuro naudojimas
                           
                        
               
                  Pritaikomumas gali būti ribotas, nes ne visada yra galimybių gauti mažai sieros turinčio kuro, o tai gali lemti valstybės narės vykdoma energetikos politika
               
            
         
      
         9   lentelė
      
      
         Stiklo taros sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas SOX GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  Kuras
               
               
                  GPGB SITK (22)
                      (23)
                  
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (24)
                  
               
            
                  SOx, išreikšti SO2
                  
               
               
                  Gamtinės dujos
               
               
                  < 200–500
               
               
                  < 0,3–0,75
               
            
                  Mazutas (25)
                  
               
               
                  < 500–1 200
               
               
                  < 0,75–1,8
               
            1.2.4.   Iš lydkrosnių išmetamas vandenilio chlorido (HCl) ir vandenilio fluorido (HF) kiekis
      
      20.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo HCl ir HF kiekio mažinimas (gali būti derinama su kūryklų dujomis, susidarančiomis stiklo dirbinius dengiant danga jiems patenkant į degimo krosnį), naudojant vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (26)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Žaliavų, kuriose yra mažas chloro ir fluoro kiekis, pasirinkimas formuojant įkrovą
                           
                        
               
                  Metodo taikymas gali būti ribojamas, atsižvelgiant į įrenginiu gaminamo stiklo tipą ir galimybę gauti žaliavų
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
         
      
         10   lentelė
      
      
         Stiklo taros sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas HCl ir HF GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (27)
                  
               
            
                  Vandenilio chloridas, išreikštas HCl (28)
                  
               
               
                  < 10–20
               
               
                  < 0,02–0,03
               
            
                  Vandenilio fluoridas, išreikštas HF
               
               
                  < 1–5
               
               
                  < 0,001–0,008
               
            1.2.5.   Iš lydkrosnių išmetamas metalų kiekis
      
      21.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo metalų kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (29)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Žaliavų, pasižyminčių mažu metalų kiekiu, pasirinkimas formuojant įkrovą
                           
                        
               
                  Pritaikomumas gali būti ribotas dėl priežasčių, susijusių su įrenginiu gaminamo stiklo tipu ir galimybe gauti žaliavų.
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Atsižvelgiant į buitinių stiklo gaminių kokybės reikalavimus, naudojamo metalų junginių kiekio mažinimas formuojant įkrovą, kai norima stiklui suteikti spalvą ar ją pašalinti
                           
                        
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Filtravimo sistemos (rankovinio filtro ar elektrostatinio nusodintuvo) naudojimas
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomi metodai
               
            
                  
                              iv.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
            
         
      
         11   lentelė
      
      
         Stiklo taros sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas metalų GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK (30)
                      (31)
                      (32)
                  
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (33)
                  
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI)
               
               
                  < 0,2–1 (34)
                  
               
               
                  < 0,3–1,5 × 10–3
                  
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn)
               
               
                  < 1–5
               
               
                  < 1,5–7,5 × 10–3
                  
               
            1.2.6.   Tolesnių procesų metu išmetamas teršalų kiekis
      
      22.   Jeigu atliekant stiklo dirbinių dengimo danga jiems patenkant į degimo krosnį operacijas naudojamas alavas, organoalavas ar titano junginiai, GPGB – tai išmetamo teršalų kiekio sumažinimas naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Dengimo produkto nuostolių sumažinimas užtikrinant reikiamą taikymo sistemos sandarumą ir naudojant veiksmingą ištraukimo gaubtą.
                              Tinkama taikymo sistemos konstrukcija ir jos sandarumas yra svarbūs siekiant sumažinti reakcijose nepanaudoto produkto išmetimą į atmosferą.
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Atliekant dengimo operacijas susidarančių kūryklų dujų maišymas su iš lydkrosnių išmetamomis dujomis ar iš lydkrosnių išmetamu degimo oru, jeigu taikoma antrinė apdorojimo sistema (filtras ar sausojo ar pusiau sauso dujų valymo įtaisas).
                              Atsižvelgiant į cheminį suderinamumą, išmetamąsias dujas, susidariusias atliekant dengimo operacijas, prieš apdorojimą galima derinti su kitomis kūryklų dujomis. Galima taikyti šias dvi pasirinktis:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          derinti su kūryklų dujomis iš lydkrosnių, prieš naudojant antrinę išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo sistemą (sausojo ar pusiau sauso dujų valymo įtaisą ir filtravimo sistemą)
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          derinti su degimo oru prieš jam patenkant į regeneratorių, o po to taikyti antrinę išmetamųjų dujų, kurios susidaro per lydymo procesą, kiekio mažinimo sistemą (sausojo ar pusiau sauso dujų valymo įtaisą ir filtravimo sistemą)
                                       
                                    
                        
               
                  Derinimas su kūryklų dujomis, išmestomis iš lydkrosnės, yra įprastas metodas.
                  Derinimui su degimo oru įtakos gali turėti techniniai apribojimai, kuriuos lemia tam tikras galimas poveikis stiklo cheminei sudėčiai ir regeneratoriaus medžiagoms
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Antrinio metodo taikymas, pvz., šlapiasis dujų valymas, sausasis dujų valymas ir filtravimas (35)
                              
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomi metodai
               
            
         
      
         12   lentelė
      
      
         Stiklo taros sektoriuje į atmosferą išmetamų teršalų GPGB SITK, vykdant stiklo dirbinių dengimo danga jiems patenkant į degimo krosnį veiklą, kai tolesnių operacijų metu susidarančios kūryklų dujos apdorojamos atskirai
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
            
                  Dulkės
               
               
                  < 10
               
            
                  Titano junginiai, išreikšti Ti
               
               
                  < 5
               
            
                  Alavo junginiai, įskaitant organoalavą, išreikšti Sn
               
               
                  < 5
               
            
                  Vandenilio chloridas, išreikštas HCl
               
               
                  < 30
               
            23.   Paviršiaus apdorojimo operacijoms naudojant SO3, GPGB – išmetamo SOx kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (36)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Produkto nuostolių sumažinimas užtikrinant tinkamą taikymo sistemos sandarumą
                              Tinkama taikymo sistemos konstrukcija ir jos techninė priežiūra yra svarbios siekiant sumažinti reakcijose nepanaudoto produkto išmetimą į atmosferą
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomi metodai
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Antrinio metodo, pvz., šlapiojo dujų valymo, taikymas
                           
                        
            
         
      
         13   lentelė
      
      
         Stiklo taros sektoriuje tolesnės veiklos metu išmetamas SOx GPGB SITK, kai SO3 naudojamas paviršiaus apdorojimo operacijoms ir yra apdorojamas atskirai
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
            
                  SOx, išreikšti SO2
                  
               
               
                  < 100–200
               
            1.3.   GPGB išvados dėl plokščiojo stiklo gamybos
      
      Jeigu nenurodyta kitaip, šiame skirsnyje pateiktas GPGB išvadas galima taikyti visiems plokščiojo stiklo gamybos įrenginiams.
      1.3.1.   Iš lydkrosnių išmetamas dulkių kiekis
      
      24.   GPGB – dulkių, kurios išsiskiria iš lydkrosnės išmetamų dujų, kiekio mažinimas, naudojant elektrostatinį nusodintuvą ar rankovinio filtro sistemą
      Metodų aprašymas pateiktas 1.10.1 skirsnyje.
      
         14   lentelė
      
      
         Plokščiojo stiklo sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas dulkių GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (37)
                  
               
            
                  Dulkės
               
               
                  < 10–20
               
               
                  < 0,025–0,05
               
            1.3.2.   Iš lydkrosnių išmetamas azoto oksidų (NOx) kiekis
      
      25.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo NOx kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  I.
               
               
                  pirminiai metodai, pvz.:
                  
                              Metodas (38)
                              
                           
                           
                              Pritaikomumas
                           
                        i.   Degimo proceso modifikavimas
                           
                        
                              
                                          a)
                                       
                                       
                                          Oro ir kuro santykio mažinimas
                                       
                                    
                           
                              Taikoma įprastose lydkrosnėse, kuriose kaip kuro oksidatorius naudojamas oras.
                              Didžiausia nauda užtikrinama atliekant įprastą krosnies remontą ar visiškai ją perstačius, derinant su tinkamiausia lydkrosnės konstrukcija ir geometrija
                           
                        
                              
                                          b)
                                       
                                       
                                          Sumažinta degimui tiekiamo oro temperatūra
                                       
                                    
                           
                              Galima taikyti tik mažo pajėgumo krosnyse, kuriose gaminamas specialus plokščiasis stiklas, ir atsižvelgiant į konkrečias su įranga susijusias aplinkybes, nes sumažėja krosnies veiksmingumas ir padidėja kuro sąnaudos (t. y. vietoj regeneracinių krosnių naudojamos rekuperacinės krosnys)
                           
                        
                              
                                          c)
                                       
                                       
                                          Pakopinis deginimas
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tiekiamo oro srauto dalijimas
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tiekiamo kuro srauto dalijimas
                                                   
                                                
                                    
                           
                              Tiekiamo kuro srauto dalijimas taikomas daugeliui įprastų krosnių, kuriose kaip oksidatorius naudojamas oras.
                              Tiekiamo oro srauto dalijimas retai pritaikomas, nes šis procesas yra techniškai sudėtingas
                           
                        
                              
                                          d)
                                       
                                       
                                          Kūryklų dujų recirkuliacija
                                       
                                    
                           
                              Šis metodas taikomas tik naudojant specialius degiklius, kuriais automatiškai reguliuojama išmetamųjų dujų recirkuliacija
                           
                        
                              
                                          e)
                                       
                                       
                                          Degikliai, kuriuos naudojant išmetamas mažas NOx kiekis
                                       
                                    
                           
                              Dažniausiai taikomas metodas.
                              Šį metodą taikant skersinės liepsnos, dujomis kūrenamoms krosnims, nauda aplinkai yra mažesnė dėl techninių apribojimų ir mažesnio krosnies panaudojimo lankstumo.
                              Didžiausia nauda užtikrinama atlikus įprastą krosnies remontą ar visiškai ją perstačius, derinant su tinkamiausia lydkrosnės konstrukcija ir geometrija
                           
                        
                              
                                          f)
                                       
                                       
                                          Kuro pasirinkimas
                                       
                                    
                           
                              Pritaikomumas ribotas, nes ne visada yra galimybių gauti skirtingų tipų kuro; įtakos tam gali turėti valstybės narės vykdoma energetikos politika
                           
                        
                              
                                          ii.
                                       
                                       
                                          
                                             Fenix procesas (degimo proceso optimizavimas ir naudojamos energijos mažinimas)
                                          Grindžiamas kelių pirminių metodų derinimu siekiant optimizuoti degimą regeneracinėse poliruotojo stiklo skersinės liepsnos krosnyse. Pagrindinės savybės:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      oro pertekliaus sumažinimas
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      karštųjų taškų slopinimas ir liepsnos temperatūrų suvienodinimas
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      reguliuojamas kuro ir degimo oro maišymas
                                                   
                                                
                                    
                           
                              Taikoma tik regeneracinėse skersinės liepsnos krosnyse.
                              Taikoma naujose krosnyse.
                              Eksploatuojamos krosnies atveju metodas turi būti tiesiogiai integruotas visiškai perstatant krosnį – ją projektuojant ir statant
                           
                        
                              
                                          iii.
                                       
                                       
                                          Lydymas, kai deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis
                                       
                                    
                           
                              Didžiausia nauda aplinkai užtikrinama tada, kai šis metodas taikomas visiškai perstatant krosnį
                           
                        
            
                  II.
               
               
                  antriniai metodai, pvz.:
                  
                              Metodas (39)
                              
                           
                           
                              Pritaikomumas
                           
                        
                              
                                          i.
                                       
                                       
                                          Cheminė redukcija naudojant kurą
                                       
                                    
                           
                              Taikoma regeneracinėse krosnyse.
                              Taikymą riboja sunaudojamas didesnis kuro kiekis ir vėlesnis poveikis aplinkai bei ekonominis poveikis
                           
                        
                              
                                          ii.
                                       
                                       
                                          Selektyvioji katalizinė redukcija (SEK)
                                       
                                    
                           
                              Norint taikyti šį metodą, gali tekti modernizuoti dulkių sulaikymo sistemą, kad būtų užtikrinta mažesnė nei 10–15 mg/Nm3 dulkių koncentracija, ir modernizuoti sieros pašalinimo sistemą, kad būtų šalinamas išmetamas SOX kiekis.
                              Kadangi būtina išlaikyti optimalią veikimo temperatūrą, šis metodas taikomas tik naudojant elektrostatinius nusodintuvus. Apskritai metodas netaikomas, kai naudojama rankovinio filtro sistema, nes dėl žemos veikimo temperatūros (jos intervalas 180–200 °C) reikėtų pašildyti išmetamąsias dujas.
                              Taikant šį metodą gali reikėti daug erdvės.
                           
                        
            
         15   lentelė
      
      
         Plokščiojo stiklo sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas NOx GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB
               
               
                  GPGB SITK (40)
                  
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (41)
                  
               
            
                  NOx, išreikšti NO2
                  
               
               
                  Degimo proceso modifikavimas,
                  
                     Fenix procesas (degimo proceso optimizavimas ir naudojamos energijos mažinimas) (42)
                  
               
               
                  700–800
               
               
                  1,75–2,0
               
            
                  Lydymas, kai deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis (43)
                  
               
               
                  Netaikoma
               
               
                  < 1,25–2,0
               
            
                  Antriniai metodai (44)
                  
               
               
                  400–700
               
               
                  1,0–1,75
               
            26.   Jeigu nitratai naudojami formuojant įkrovą, GPGB – išmetamo NOx kiekio mažinimas, mažiau naudojant šių žaliavų ir taikant pirminius ar antrinius metodus. Jeigu naudojami antriniai metodai, taikomas 15 lentelėje nurodytas GPGB SITK.
      Jeigu nitratai naudojami formuojant įkrovą, kai keliomis trumpomis lydkrosnės kampanijomis gaminamas specialus stiklas, GPGB SITK yra nustatytas 16 lentelėje.
      
                  Metodas (45)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  Pirminiai metodai:
                  
                               
                           
                           
                              formuojant įkrovą naudojamo nitratų kiekio mažinimas
                           
                        
                               
                           
                           
                              Nitratai naudojami gaminant specialius gaminius (t. y. spalvotąjį stiklą).
                           
                        
                               
                           
                           
                              Veiksmingos pakaitinės medžiagos yra sulfatai, arseno dioksidai, cerio oksidas
                           
                        
               
                  Formuojant įkrovą nitratų pakeitimą kitomis medžiagomis gali riboti didelės su pakaitinėmis medžiagomis susijusios išlaidos ir (arba) didesnis poveikis aplinkai
               
            
         
      
         16   lentelė
      
      
         Plokščiojo stiklo sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas NOx GPGB SITK, jeigu nitratai naudojami formuojant įkrovą, kai keliomis trumpomis lydkrosnės kampanijomis gaminamas specialus stiklas
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (46)
                  
               
            
                  NOx, išreikšti NO2
                  
               
               
                  Pirminiai metodai
               
               
                  < 1 200
               
               
                  < 3
               
            1.3.3.   Iš lydkrosnių išmetamas sieros oksidų (SOX) kiekis
      
      27.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo SOx kiekio mažinamas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (47)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Sieros kiekio mažinimas formuojant įkrovą ir sieros balanso optimizavimas
                           
                        
               
                  Pasirinkus sieros kiekio mažinimą, kai formuojama įkrova, paprastai tenka atsižvelgti į apribojimus, susijusius su stiklo galutinio produktui taikomais kokybės reikalavimais.
                  Siekiant optimizuoti sieros balansą reikia derinti išmetamo SOX kiekio šalinimo ir kietųjų atliekų (filtro dulkių) valdymo priemones.
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Mažai sieros turinčio kuro naudojimas
                           
                        
               
                  Pritaikomumas gali būti ribotas, nes ne visada yra galimybių įsigyti mažai sieros turinčio kuro; tam įtakos gali turėti valstybės narės vykdoma energetikos politika
               
            
         
      
         17   lentelė
      
      
         Plokščiojo stiklo sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas SOx GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  Kuras
               
               
                  GPGB SITK (48)
                  
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (49)
                  
               
            
                  SOx išreikšti SO2
                  
               
               
                  Gamtinės dujos
               
               
                  < 300–500
               
               
                  < 0,75–1,25
               
            
                  Mazutas (50)
                      (51)
                  
               
               
                  500–1 300
               
               
                  1,25–3,25
               
            1.3.4.   Iš lydkrosnių išmetamas vandenilio chlorido (HCl) ir vandenilio fluorido (HF) kiekis
      
      28.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo HCl ir HF kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (52)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Formuojant įkrovą žaliavų, pasižyminčią mažu chloro ir fluoro kiekiu, pasirinkimas
                           
                        
               
                  Metodo taikymas gali būti ribotas, atsižvelgiant į įrenginiu gaminamo stiklo tipą ir galimybę gauti žaliavų
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
         
      
         18   lentelė
      
      
         Plokščiojo stiklo sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas HCl ir HF GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (53)
                  
               
            
                  Vandenilio chloridas, išreikštas HCl (54)
                  
               
               
                  < 10–25
               
               
                  < 0,025–0,0625
               
            
                  Vandenilio fluoridas, išreikštas HF
               
               
                  < 1–4
               
               
                  < 0,0025–0,010
               
            1.3.5.   Iš lydkrosnių išmetamas metalų kiekis
      
      29.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo metalų kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (55)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Formuojant įkrovą žaliavų, pasižyminčių mažu metalų kiekiu, pasirinkimas
                           
                        
               
                  Metodo taikymas gali būti ribotas, atsižvelgiant į įrenginiu gaminamo stiklo tipą ir galimybę gauti žaliavų
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Filtravimo sistemos taikymas
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
            
         
      
         19   lentelė
      
      
         Plokščiojo stiklo sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas metalų GPGB SITK, išskyrus atvejus, kai stiklui suteikiant spalvą naudojamas selenas
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK (56)
                  
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (57)
                  
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI)
               
               
                  < 0,2–1
               
               
                  < 0,5–2,5 × 10–3
                  
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn)
               
               
                  < 1–5
               
               
                  < 2,5–12,5 × 10–3
                  
               
            30.   Jeigu stiklui suteikiant spalvą naudojami seleno junginiai, GPGB – iš lydkrosnės išmetamo seleno kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (58)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Seleno išsiskyrimo iš įkrovos mažinimas pasirenkant žaliavas, kurios veiksmingiau išlaikomos stiklo sudėtyje ir kurioms būdingas mažesnis lakumas
                           
                        
               
                  Pritaikomumas gali būti ribotas, atsižvelgiant į įrenginiu gaminamo stiklo tipą ir galimybę gauti žaliavų.
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Filtravimo sistemos taikymas
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
            
         
      
         20   lentelė
      
      
         Plokščiojo stiklo sektoriuje gaminant spalvotąjį stiklą, iš lydkrosnės išmetamas seleno GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK (59)
                      (60)
                  
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (61)
                  
               
            
                  Seleno junginiai, išreikšti Se
               
               
                  1 –3
               
               
                  2,5–7,5 × 10–3
                  
               
            1.3.6.   Tolesnių procesų metu išmetami teršalai
      
      31.   GPGB – tolesnių procesų metu į atmosferą išmetamo teršalų kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (62)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Plokščiojo stiklo dengimo produktų nuostolių mažinimas užtikrinant reikiamą taikymo sistemos sandarumą
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomi metodai
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              SO2 nuostolių, kurie susiję su atkaitinimo krosnimi, mažinimas tinkamiausiu būdu taikant kontrolės sistemą
                           
                        
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Jeigu techniškai galima ir jeigu taikoma antrinė apdorojimo sistema (filtras ir sausojo ar šlapiojo dujų valymo įtaisas), iš atkaitinimo krosnies išmetamo SO2 kiekio derinimas su iš lydkrosnės šalinamomis išmetamosiomis dujomis
                           
                        
            
                  
                              iv.
                           
                           
                              Antrinio metodo taikymas, pvz., drėgnasis dujų valymas arba sausasis dujų valymas ir filtravimas
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomi metodai.
                  Metodo pasirinkimas ir jo taikymas priklauso nuo įleidžiamų išmetamųjų dujų sudėties
               
            
         
      
         21   lentelė
      
      
         Plokščiojo stiklo sektoriuje tolesnių procesų metu į atmosferą išmetamas GPGB SITK, kai apdorojama atskirai
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
            
                  Dulkės
               
               
                  < 15–20
               
            
                  Vandenilio chloridas, išreikštas HCl
               
               
                  < 10
               
            
                  Vandenilio fluoridas, išreikštas HF
               
               
                  < 1–5
               
            
                  SOx, išreikšti SO2
                  
               
               
                  < 200
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI)
               
               
                  < 1
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn)
               
               
                  < 5
               
            1.4.   GPGB išvados dėl ištisinių gijų stiklo pluošto gamybos
      
      Jeigu nenurodyta kitaip, šiame skirsnyje pateiktas GPGB išvadas galima taikyti visiems ištisinių gijų stiklo pluošto gamyboje naudojamiems įrenginiams.
      1.4.1.   Iš lydkrosnių išmetamas dulkių kiekis
      
      Šiame skirsnyje nurodyti dulkių GPGB SITK taikomi visoms medžiagoms, kurios matavimo taške yra kietosios būsenos, įskaitant kietuosius boro junginius. Boro junginiai, kurie matavimo taške yra dujinės būsenos, neįtraukiami.
      32.   GPGB – dulkių, kurios išsiskiria iš lydkrosnės išmetamų dujų, kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (63)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Lakiųjų komponentų kiekio mažinimas modifikuojant žaliavas
                              Formuojant įkrovą boro junginių nenaudojimas arba nedidelio boro kiekio naudojimas – tai svarbiausia išmetamo dulkių, kurių daugiausiai išsiskiria vykstant lakumo reiškiniui, kiekio mažinimo priemonė. Boras yra pagrindinė iš lydkrosnės išmetamų kietųjų dalelių sudedamoji dalis
                           
                        
               
                  Šio metodo taikymą riboja su nuosavybe susiję klausimai, nes įkrovų formavimo nenaudojant boro arba naudojant mažą jo kiekį, metodas saugomas patentu
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Filtravimo sistema: elektrostatinis nusodintuvas ar rankovinis filtras
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
                  Didžiausia nauda aplinkai užtikrinama šį metodą taikant naujuose įrenginiuose, kai galima nevaržomai pasirinkti filtro vietą ir savybes
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Šlapiojo dujų valymo sistema
                           
                        
               
                  Pritaikomumas esamuose įrenginiuose gali būti apribotas dėl techninių priežasčių, nes šiuo atveju būtų reikalingi tam tikri nuotekų valymo įrenginiai
               
            
         
      
         22   lentelė
      
      
         Ištisinių gijų stiklo pluošto sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas dulkių GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK (64)
                  
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (65)
                  
               
            
                  Dulkės
               
               
                  < 10–20
               
               
                  < 0,045–0,09
               
            1.4.2.   Iš lydkrosnių išmetamas azoto oksidų (NOx) kiekis
      
      33.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo NOx kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (66)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            i.   Degimo proceso modifikavimas
               
            
                  
                              a)
                           
                           
                              Oro ir kuro santykio sumažinimas
                           
                        
               
                  Taikoma įprastose krosnyse, kuriose kaip kuro oksidatorius naudojamas oras.
                  Didžiausia nauda užtikrinama atlikus įprastą krosnies remontą ar visiškai ją perstačius, jeigu suderinama su tinkamiausia krosnies konstrukcija ir geometrija.
               
            
                  
                              b)
                           
                           
                              Sumažinta degimui tiekiamo oro temperatūra
                           
                        
               
                  Taikoma įprastose krosnyse, kuriose kaip kuro oksidatorius naudojamas oras, atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su energijos naudojimo krosnyje veiksmingumu ir didesniu kuro poreikiu. Didesnioji krosnių dalis yra rekuperacinės krosnys.
               
            
                  
                              c)
                           
                           
                              Pakopinis deginimas
                              
                                          d)
                                       
                                       
                                          Tiekiamo oro srauto dalijimas
                                       
                                    
                                          e)
                                       
                                       
                                          Tiekiamo kuro srauto dalijimas
                                       
                                    
                        
               
                  Tiekiamo kuro srauto dalijimas taikomas daugelyje krosnių, kuriose kaip kuro oksidatorius naudojamas oras ar deguonis.
                  Tiekiamo oro srauto dalijimas retai pritaikomas, nes šis procesas yra techniškai sudėtingas
               
            
                  
                              d)
                           
                           
                              Kūryklų dujų recirkuliacija
                           
                        
               
                  Šis metodas taikomas tik naudojant specialius degiklius, kuriais automatiškai reguliuojama išmetamųjų dujų recirkuliacija
               
            
                  
                              e)
                           
                           
                              Degikliai, kuriuos naudojant išmetamas mažas NOx kiekis
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas.
                  Didžiausia nauda užtikrinama atlikus įprastą krosnies remontą ar visiškai ją perstačius, jeigu suderinama su tinkamiausia krosnies konstrukcija ir geometrija
               
            
                  
                              f)
                           
                           
                              Kuro pasirinkimas
                           
                        
               
                  Pritaikomumas gali būti ribotas, nes ne visada yra galimybių gauti mažai sieros turinčio kuro, o tai gali lemti valstybės narės vykdoma energetikos politika
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Lydymas, kai deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis
                           
                        
               
                  Didžiausia nauda aplinkai užtikrinama tada, kai šis metodas taikomas visiškai perstatant krosnį.
               
            
         
      
         23   lentelė
      
      
         Ištisinių gijų stiklo pluošto sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas NOx GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                   
               
               
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo
               
            
                  NOx, išreikšti NO2
                  
               
               
                  Degimo proceso modifikavimas
               
               
                  < 600–1 000
               
               
                  < 2,7–4,5 (67)
                  
               
            
                  Lydymas, kai deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis (68)
                  
               
               
                  Netaikoma
               
               
                  < 0,5–1,5
               
            1.4.3.   Iš lydkrosnių išmetamas sieros oksidų (SOX) kiekis
      
      34.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo SOx kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (69)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Sieros kiekio mažinimas formuojant įkrovą ir sieros balanso optimizavimas
                           
                        
               
                  Metodas apskritai taikomas atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su galutinio stiklo produkto kokybės reikalavimais.
                  Siekiant optimizuoti sieros balansą reikia derinti išmetamo SOx kiekio šalinimo ir šalintinų kietųjų atliekų (filtro dulkių) valdymo priemones
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Mažai sieros turinčio kuro naudojimas
                           
                        
               
                  Pritaikomumas gali būti ribotas, nes ne visada yra galimybių gauti mažai sieros turinčio kuro, o tai gali lemti valstybės narės vykdoma energetikos politika.
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas.
                  Kūryklų dujose esant didelei boro junginių koncentracijai gali sumažėti sausojo ar pusiau sausojo dujų valymo sistemose naudojamo reagento išmetamųjų teršalų mažinimo veiksmingumas
               
            
                  
                              iv.
                           
                           
                              Šlapiasis dujų valymas
                           
                        
               
                  Metodas paprastai taikomas atsižvelgiant į techninio pobūdžio apribojimus, t, y. šiuo atveju gali reikėti naudoti tam tikrus nuotekų valymo įrenginius
               
            
         
      
         24   lentelė
      
      
         Ištisinių gijų stiklo pluošto sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas SOx GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  Kuras
               
               
                  GPGB SITK (70)
                  
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (71)
                  
               
            
                  SOx, išreikšti SO2
                  
               
               
                  Gamtinės dujos (72)
                  
               
               
                  < 200–800
               
               
                  < 0,9–3,6
               
            
                  Mazutas (73)
                      (74)
                  
               
               
                  < 500–1 000
               
               
                  < 2,25–4,5
               
            1.4.4.   Iš lydkrosnių išmetamas vandenilio chlorido (HCl) ir vandenilio fluorido (HF) kiekis
      
      35.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo HCl ir HF kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (75)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Formuojant įkrovą žaliavų, pasižyminčių mažu chloro ir fluoro kiekiu, pasirinkimas
                           
                        
               
                  Taikant metodą paprastai atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su įkrovos formavimu ir galimybe gauti žaliavų
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Fluoro kiekio mažinimas formuojant įkrovą
                              Per lydymo procesą išmetamą fluoro kiekį galima sumažinti taip:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          fluoro junginių (pvz., fluorito), kurie naudojami įkrovai formuoti, kiekio mažinimas iki mažiausio proporcingo kiekio, reikalingo tam tikrai galutinio produkto kokybei užtikrinti. Fluoro junginiai naudojami siekiant optimizuoti lydymo procesą, palengvinti pluoštų formavimąsi ir sumažinti pluoštų trūkinėjimą
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          fluoro junginius pakeičiant pakaitinėmis medžiagomis (pvz., sulfatais)
                                       
                                    
                        
               
                  Fluoro junginius keičiant pakaitinėmis medžiagomis turi būti atsižvelgiama į produkto kokybės reikalavimus
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
                  
                              iv.
                           
                           
                              šlapiasis dujų valymas
                           
                        
               
                  Metodas paprastai taikomas atsižvelgiant į techninio pobūdžio apribojimus, t. y. šiuo atveju gali reikėti tam tikrų nuotekų valymo įrenginių.
               
            
         
      
         25   lentelė
      
      
         Ištisinių gijų stiklo pluošto sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas HCl ir HF GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (76)
                  
               
            
                  Vandenilio chloridas, išreikštas HCl
               
               
                  < 10
               
               
                  < 0,05
               
            
                  Vandenilio fluoridas, išreikštas HF (77)
                  
               
               
                  < 5–15
               
               
                  < 0,02–0,07
               
            1.4.5.   Iš lydkrosnių išmetamas metalų kiekis
      
      36.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo metalų kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (78)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Formuojant įkrovą žaliavų, pasižyminčių mažu metalų kiekiu, pasirinkimas
                           
                        
               
                  Taikant metodą paprastai atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su galimybe gauti žaliavų
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Šlapiasis dujų valymas
                           
                        
               
                  Metodas paprastai taikomas atsižvelgiant į techninio pobūdžio apribojimus, t. y. šiuo atveju gali reikėti tam tikrų nuotekų valymo įrenginių.
               
            
         
      
         26   lentelė
      
      
         Ištisinių gijų stiklo pluošto sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas metalų GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK (79)
                  
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (80)
                  
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI)
               
               
                  < 0,2–1
               
               
                  < 0,9–4,5 × 10–3
                  
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn)
               
               
                  < 1–3
               
               
                  < 4,5–13,5 × 10–3
                  
               
            1.4.6.   Tolesnių procesų metu išmetami teršalai
      
      37.   GPGB – tolesnių procesų metu išmetamų teršalų kiekio mažinimas, taikant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (81)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Šlapiojo dujų valymo sistemos
                           
                        
               
                  Metodai paprastai taikomi apdorojant išmetamąsias dujas, kurios susidaro per formavimo procesą (pluoštą dengiant danga) ar antriniams procesams, kuriems naudojamas rišiklis, kuris turi būti sukietinamas ar išdžiovinamas
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Šlapiasis elektrostatinis nusodintuvas
                           
                        
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Filtravimo sistema (rankovinis filtras)
                           
                        
               
                  Metodas paprastai taikomas apdorojant išmetamąsias dujas, kurios susidaro atliekant produktų pjovimo ir frezavimo operacijas
               
            
         
      
         27   lentelė
      
      
         Ištisinių gijų stiklo pluošto sektoriuje tolesnių procesų metu į atmosferą išmetamas teršalų GPGB SITK, kai apdorojama atskirai
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
            
                  
                     
                        Atliekant formavimą ir dengimą danga išmetamas teršalų kiekis
                     
                  
               
            
                  Dulkės
               
               
                  < 5–20
               
            
                  Formaldehidas
               
               
                  < 10
               
            
                  Amoniakas
               
               
                  < 30
               
            
                  Bendras lakiųjų organinių junginių kiekis, išreikštas C
               
               
                  < 20
               
            
                  
                     
                        Pjaunant ir frezuojant išmetamas teršalų kiekis
                     
                  
               
            
                  Dulkės
               
               
                  < 5–20
               
            1.5.   GPGB išvados dėl namų apyvokos stiklo gaminių gamybos
      
      Jeigu nenurodyta kitaip, šiame skirsnyje pateiktas GPGB išvadas galima taikyti visiems gaminant namų apyvokos stiklo gaminius naudojamiems įrenginiams.
      1.5.1.   Iš lydkrosnių išmetamas dulkių kiekis
      
      38.   GPGB – dulkių, kurios išsiskiria iš lydkrosnės išmetamų dujų, kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (82)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Lakiųjų komponentų kiekio mažinimas modifikuojant žaliavas
                              Formuojant įkrovą į ją gali patekti ypač lakių komponentų (pvz., boro, fluoridų), dėl kurių gerokai padidėja iš lydkrosnių išmetamas dulkių kiekis
                           
                        
               
                  Metodas paprastai taikomas atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su gaminamo stiklo tipu ir galimybe gauti pakaitinių žaliavų
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Elektrinis lydymas
                           
                        
               
                  Netaikoma gaminant didelius stiklo kiekius (> 300 tonų per dieną)
                  Netaikoma tuo atveju, jeigu kiekvieną kartą reikia pagaminti labai skirtingą stiklo kiekį
                  Pasirinkus šį metodą, reikia visiškai perstatyti krosnį
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Lydymas, kai deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis
                           
                        
               
                  Didžiausia nauda aplinkai užtikrinama tada, kai šis metodas taikomas visiškai perstatant krosnį
               
            
                  
                              iv.
                           
                           
                              Filtravimo sistema: elektrostatinis nusodintuvas ar rankovinis filtras
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomi metodai
               
            
                  
                              v.
                           
                           
                              Šlapiojo dujų valymo sistema
                           
                        
               
                  Metodą įmanoma taikyti tik konkrečiais atvejais, visų pirma elektrinio lydymo krosnims, kuriose paprastai susidaro maži išmetamųjų dujų ir dulkių kiekiai, susiję su įkrovos medžiagos kietųjų dalelių judėjimu išlydyto stiklo paviršiuje
               
            
         
      
         28   lentelė
      
      
         Namų apyvokos stiklo gaminių sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas dulkių GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (83)
                  
               
            
                  Dulkės
               
               
                  < 10–20 (84)
                  
               
               
                  < 0,03–0,06
               
            
                  < 1–10 (85)
                  
               
               
                  < 0,003–0,03
               
            1.5.2.   Iš lydkrosnių išmetamas azoto oksidų (NOx) kiekis
      
      39.   Taikant GPGB sumažinamas iš lydkrosnės išmetamas NOx kiekis ir šiuo tikslu naudojamas vienas iš šių metodų ar jų derinys:
      
                  Metodas (86)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            i.   Degimo proceso modifikavimas
               
            
                  
                              a)
                           
                           
                              Oro ir kuro santykio sumažinimas
                           
                        
               
                  Taikoma įprastose krosnyse, kuriose kaip kuro oksidatorius naudojamas oras.
                  Didžiausia nauda užtikrinama atlikus įprastą krosnies remontą ar visiškai ją perstačius, jeigu suderinama su tinkamiausia krosnies konstrukcija ir geometrija
               
            
                  
                              b)
                           
                           
                              Sumažinta degimui tiekiamo oro temperatūra
                           
                        
               
                  Taikoma tik tam tikromis su įranga susijusiomis aplinkybėmis, nes sumažėja lydkrosnės veiksmingumas ir joje sunaudojama daugiau kuro (t. y. vietoj regeneracinių krosnių naudojamos rekuperacinės krosnys)
               
            
                  
                              c)
                           
                           
                              Pakopinis deginimas
                              
                                          f)
                                       
                                       
                                          Tiekiamo oro srauto dalijimas
                                       
                                    
                                          g)
                                       
                                       
                                          Tiekiamo kuro srauto dalijimas
                                       
                                    
                        
               
                  Tiekiamo kuro srauto dalijimas taikomas daugeliui įprastų krosnių, kuriose kaip oksidatorius naudojamas oras.
                  Tiekiamo oro srauto dalijimas retai pritaikomas, nes šis procesas yra techniškai sudėtingas
               
            
                  
                              d)
                           
                           
                              Kūryklų dujų recirkuliacijas
                           
                        
               
                  Šis metodas taikomas tik naudojant specialius degiklius, kuriais automatiškai reguliuojama išmetamųjų dujų recirkuliacija
               
            
                  
                              e)
                           
                           
                              Degikliai, kuriuos naudojant išmetamas mažas NOx kiekis
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas.
                  Šį metodą taikant skersinės liepsnos, dujomis kūrenamoms krosnims, nauda aplinkai apskritai yra mažesnė; tai lemia techniniai apribojimai ir mažesnis krosnies panaudojimo lankstumas.
                  Didžiausia nauda užtikrinama atlikus įprastą krosnies remontą ar visiškai ją perstačius, jeigu suderinama su tinkamiausia lydkrosnės konstrukcija ir geometrija
               
            
                  
                              f)
                           
                           
                              Kuro pasirinkimas
                           
                        
               
                  Pritaikomumas yra ribotas, nes ne visada yra galimybių gauti skirtingų rūšių kuro, o tai gali lemti valstybės narės vykdoma energetikos politika.
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Speciali lydkrosnės konstrukcija
                           
                        
               
                  Metodas taikomas tik formuojant įkrovą, kurią sudaro didelis išorės stiklo laužo kiekis (> 70 %).
                  Renkantis šį metodą reikia visiškai perstatyti lydkrosnę.
                  Dėl lydkrosnės formos (ilga ir siaura) gali tekti spręsti su erdvės stoka susijusius klausimus.
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Elektrinis lydymas
                           
                        
               
                  Netaikoma gaminant didelius stiklo kiekius (> 300 tonų per dieną).
                  Netaikoma tuo atveju, jeigu kiekvieną kartą reikia pagaminti labai skirtingą stiklo kiekį.
                  Pasirinkus šį metodą, tenka visiškai perstatyti krosnį
               
            
                  
                              iv.
                           
                           
                              Lydymas, kai deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis
                           
                        
               
                  Didžiausia nauda aplinkai užtikrinama tada, kai šis metodas taikomas visiškai perstatant krosnį
               
            
         
      
         29   lentelė
      
      
         Namų apyvokos stiklo gaminių sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas NOx GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (87)
                  
               
            
                  NOx, išreikšti NO2
                  
               
               
                  Degimo proceso modifikavimas,
                  specialios lydkrosnių konstrukcijos
               
               
                  < 500–1 000
               
               
                  < 1,25–2,5
               
            
                  Elektrinis lydymas
               
               
                  < 100
               
               
                  < 0,3
               
            
                  Lydymas, kai deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis (88)
                  
               
               
                  Netaikoma
               
               
                  < 0,5–1,5
               
            40.   Jeigu nitratai naudojami formuojant įkrovą, GPGB – išmetamo NOx kiekio mažinimas, mažiau naudojant šių žaliavų ir taikant pirminius ar antrinius metodus.
      GPGB SITK nustatyti 29 lentelėje.
      Jeigu formuojant įkrovą, kuri naudojama tam tikram trumpųjų lydkrosnės kampanijų skaičiui ar ne didesnio nei < 100 tonų per dieną pajėgumo lydkrosnėse, kuriose gaminamas konkrečių rūšių silikatinis stiklas (skaidrus ir (arba) ypač skaidrus ar spalvotas, naudojant seleną) ir kitas specialus stiklas (t. y. borosilikatinis stiklas, stiklo keramika, baltasis stiklas, krištolas ir švino krištolas), naudojami nitratai, GPGB SITK nustatytas 30 lentelėje.
      
                  Metodas (89)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  Pirminiai metodai:
               
            
                  
                              —
                           
                           
                              Formuojant įkrovą naudojamų nitratų kiekio mažinimas
                              Nitratai naudojami gaminant labai aukštos kokybės produktus, pvz., visiškai bespalvį (skaidrųjį) stiklą ar specialų stiklą. Veiksmingos pakaitinės medžiagos yra sulfatai, arseno dioksidai, cerio oksidas
                           
                        
               
                  Nitratų pakeitimą formuojant įkrovą gali riboti didelės su pakaitinėmis medžiagomis susijusios išlaidos ir (arba) didesnis poveikis aplinkai
               
            
         
      
         30   lentelė
      
      
         Namų apyvokos stiklo gaminių sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas NOx GPGB SITK, kai formuojant įkrovą, kuri naudojama tam tikram trumpųjų lydkrosnės kampanijų skaičiui ar ne didesnio nei < 100 tonų per dieną pajėgumo lydkrosnėse, kuriose gaminamas konkrečių rūšių silikatinis stiklas (skaidrus ir (arba) ypač skaidrus ar spalvotas, naudojant seleną) ir kitas specialus stiklas (t. y. borosilikatinis stiklas, stiklo keramika, baltasis stiklas, krištolas ir švino krištolas), naudojami nitratai
      
      
                  Parametras
               
               
                  Lydkrosnės tipas
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo
               
            
                  NOx, išreikšti NO2
                  
               
               
                  Įprastos lydkrosnės, kuriose kaip kuro oksidatorius naudojamas oras
               
               
                  < 500–1 500
               
               
                  < 1,25–3,75 (90)
                  
               
            
                  Elektrinis lydymas
               
               
                  < 300–500
               
               
                  < 8–10
               
            1.5.3.   Iš lydkrosnių išmetamas sieros oksidų (SOX) kiekis
      
      41.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo SOx kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (91)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Sieros kiekio mažinimas formuojant įkrovą ir sieros balanso optimizavimas
                           
                        
               
                  Sieros kiekio mažinimas formuojant įkrovą paprastai taikomas atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su galutiniam stiklo produktui taikomais kokybės reikalavimais.
                  Siekiant optimizuoti sieros balansą reikia derinti išmetamo SOx kiekio šalinimo ir kietųjų atliekų (filtro dulkių) valdymo priemones.
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Mažai sieros turinčio kuro naudojimas
                           
                        
               
                  Pritaikomumas gali būti ribotas, nes ne visada yra galimybių gauti mažai sieros turinčio kuro, o tai gali lemti valstybės narės vykdoma energetikos politika.
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
         
      
         31   lentelė
      
      
         Namų apyvokos stiklo gaminių sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas SOx GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  Kuras ir (arba) lydymo metodas
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (92)
                  
               
            
                  SOx, išreikšti SO2
                  
               
               
                  Gamtinės dujos
               
               
                  < 200–300
               
               
                  < 0,5–0,75
               
            
                  Mazutas (93)
                  
               
               
                  < 1 000
               
               
                  < 2,5
               
            
                  Elektrinis lydymas
               
               
                  < 100
               
               
                  < 0,25
               
            1.5.4.   Iš lydkrosnių išmetamas vandenilio chlorido (HCl) ir vandenilio fluorido(HF) kiekis
      
      42.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo HCl ir HF kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (94)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Formuojant įkrovą žaliavų, pasižyminčių mažu chloro ir fluoro kiekiu, pasirinkimas
                           
                        
               
                  Metodas gali būti taikomas, atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su įrenginiu gaminamo konkretaus tipo stiklo įkrovos formavimu ir galimybe gauti žaliavų
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Fluoro kiekio mažinimas formuojant įkrovą ir fluoro masės balanso optimizavimas
                              Per lydymo procesą išmetamą fluoro kiekį galima sumažinti, fluoro junginių (pvz., fluorito), kurie naudojami formuojant įkrovą, kiekį sumažinant iki mažiausio proporcingo kiekio, reikalingo tam tikrai galutinio produkto kokybei užtikrinti. Fluoro junginiai naudojami formuojant įkrovą siekiant stiklui suteikti matinį ar drumstą atspalvį
                           
                        
               
                  Metodas apskritai taikomas, atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su galutinio produkto kokybės reikalavimais
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
                  
                              iv.
                           
                           
                              Šlapiasis dujų valymas
                           
                        
               
                  Metodas paprastai taikomas atsižvelgiant į techninio pobūdžio apribojimus, t. y. gali reikėti tam tikrų nuotekų valymo įrenginių.
                  Šio metodo taikymą gali riboti didelės išlaidos ir tam tikros nuotekų valymo ypatybės, įskaitant su dumblo ar kietųjų nuosėdų, susidarančių valant nuotekas, naudojimu grąžinamajam perdirbimui susijusius apribojimus.
               
            
         
      
         32   lentelė
      
      
         Namų apyvokos stiklo gaminių sektoriuje iš lydkrosnės išmetamo HCl ir HF kiekio GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (95)
                  
               
            
                  Vandenilio chloridas, išreikštas HCl (96)
                      (97)
                  
               
               
                  < 10–20
               
               
                  < 0,03–0,06
               
            
                  Vandenilio fluoridas, išreikštas HF (98)
                  
               
               
                  < 1–5
               
               
                  < 0,003–0,015
               
            1.5.5.   Iš lydkrosnės išmetamas metalų kiekis
      
      43.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo metalų kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (99)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Formuojant įkrovą žaliavų, pasižyminčių mažu metalų kiekiu, pasirinkimas
                           
                        
               
                  Pritaikomumas gali būti ribotas, atsižvelgiant į įrenginiu gaminamo stiklo tipą ir galimybę gauti žaliavų
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Mažesnio metalų junginių kiekio naudojimas formuojant įkrovą, tinkamai pasirenkant žaliavas, jeigu reikia stiklui suteikti spalvą ar ją pašalinti arba jeigu stiklui suteikiamos specialios savybės
                           
                        
               
                  Krištolo ir švino krištolo gamyboje formuojant įkrovą metalų junginių kiekio mažinimui taikomos ribinės vertės, apibrėžtos Direktyvoje 64/493/EEB, kurioje klasifikuojama galutinių stiklo produktų cheminė sudėtis.
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
         
      
         33   lentelė
      
      
         Namų apyvokos stiklo gaminių sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas metalų GPGB SITK, išskyrus stiklą, kurio spalvai pašalinti naudojamas selenas
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK (100)
                  
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (101)
                  
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI)
               
               
                  < 0,2–1
               
               
                  < 0,6–3 × 10–3
                  
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn)
               
               
                  < 1–5
               
               
                  < 3–15 × 10–3
                  
               
            44.   Jeigu pašalinant stiklo spalvą naudojami seleno junginiai, GPGB – iš lydkrosnės išmetamo seleno kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (102)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Seleno junginių kiekio mažinimas formuojant įkrovą, tinkamai pasirenkant naujas žaliavas
                           
                        
               
                  Pritaikomumas gali būti ribotas, atsižvelgiant į įrenginiu gaminamo stiklo tipą ir galimybę gauti žaliavų
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
         
      
         34   lentelė
      
      
         Namų apyvokos stiklo gaminių sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas seleno GPGB SITK, kai seleno junginiai naudojami stiklo spalvai pašalinti
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK (103)
                  
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (104)
                  
               
            
                  Seleno junginiai, išreikšti Se
               
               
                  < 1
               
               
                  < 3 × 10–3
                  
               
            45.   Jeigu švino krištolo gamyboje naudojami švino junginiai, GPGB – iš lydkrosnės išmetamo švino kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (105)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Elektrinis lydymas
                           
                        
               
                  Netaikoma gaminant didelį stiklo kiekį (> 300 tonų per dieną)
                  Netaikoma tuo atveju, jeigu kiekvieną kartą reikia pagaminti labai skirtingą stiklo kiekį.
                  Pasirinkus šį metodą, reikia visiškai perstatyti lydkrosnę
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Rankovinis filtras
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Elektrostatinis nusodintuvas
                           
                        
            
                  
                              iv.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
            
         
      
         35   lentelė
      
      
         Namų apyvokos stiklo gaminių sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas švino GPGB SITK, kai švino junginiai naudojami gaminant švino krištolą
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK (106)
                  
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (107)
                  
               
            
                  Švino junginiai, išreikšti Pb
               
               
                  < 0,5–1
               
               
                  < 1–3 × 10–3
                  
               
            1.5.6.   Tolesnių procesų metu išmetamas teršalų kiekis
      
      46.   GPGB – vykdant tolesnius su dulkių susidarymu susijusius procesus išmetamo dulkių ir metalų kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (108)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Su dulkių susidarymu susijusių operacijų atlikimas (pvz., pjovimas, šlifavimas, poliravimas) naudojant skystį
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomi metodai
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Rankovinio filtro sistemos taikymas
                           
                        
            
         
      
         36   lentelė
      
      
         Namų apyvokos stiklo gaminių sektoriuje vykdant tolesnius su dulkių susidarymu susijusius procesus į atmosferą išmetamas teršalų GPGB SITK, kai apdorojama atskirai
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
            
                  Dulkės
               
               
                  < 1–10
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) (109)
                  
               
               
                  < 1
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn) (109)
                  
               
               
                  < 1–5
               
            
                  Švino junginiai, išreikšti Pb (110)
                  
               
               
                  < 1–1,5
               
            47.   Atliekant poliravimą rūgštimi, GPGB – išmetamo HF kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (111)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Poliravimo produkto nuostolių mažinimas užtikrinant tinkamą taikymo sistemos sandarumą
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomi metodai
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Antrinio metodo, pvz., šlapiojo dujų valymo, taikymas
                           
                        
            
         
      
         37   lentelė
      
      
         Namų apyvokos stiklo gaminių sektoriuje atliekant poliravimą rūgštimi išmetamas HF GPGB SITK, kai apdorojama atskirai
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
            
                  Vandenilio fluoridas, išreikštas HF
               
               
                  < 5
               
            1.6.   GPGB išvados dėl specialaus stiklo gamybos
      
      Jeigu nenurodyta kitaip, šiame skirsnyje pateiktas GPGB išvadas galima taikyti visiems gaminant specialų stiklą naudojamiems įrenginiams.
      1.6.1.   Iš lydkrosnių išmetamas dulkių kiekis
      
      48.   GPGB – dulkių, kurios išsiskiria iš lydkrosnės išmetamų dujų, kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (112)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Lakiųjų komponentų kiekio mažinimas modifikuojant žaliavas
                              Formuojant įkrovą gali būti naudojami ypač lakūs komponentai (pvz., boras, fluoridai), kurie yra pagrindinė iš lydkrosnių išmetamų dulkių sudedamoji dalis
                           
                        
               
                  Taikant šį metodą paprastai atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su gaminamo stiklo kokybe.
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Elektrinis lydymas
                           
                        
               
                  Netaikoma gaminant didelius stiklo kiekius (> 300 tonų per dieną)
                  Netaikoma tuo atveju, jeigu kiekvieną kartą reikia pagaminti labai skirtingą stiklo kiekį.
                  Pasirinkus šį metodą, reikia visiškai perstatyti lydkrosnę
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Filtravimo sistema: elektrostatinis nusodintuvas ar rankovinis filtras
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
         
      
         38   lentelė
      
      
         Specialaus stiklo sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas dulkių kiekis
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (113)
                  
               
            
                  Dulkės
               
               
                  < 10–20
               
               
                  < 0,03–0,13
               
            
                  < 1–10 (114)
                  
               
               
                  < 0,003–0,065
               
            1.6.2.   Iš lydkrosnių išmetamas azoto oksidų (NOx) kiekis
      
      49.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo NOx kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  I.
               
               
                  pirminiai metodai, pvz.:
                  
                              Metodas (115)
                              
                           
                           
                              Pritaikomumas
                           
                        i.   Degimo proceso modifikavimas
                           
                        
                              
                                          a)
                                       
                                       
                                          Oro ir kuro santykio sumažinimas
                                       
                                    
                           
                              Taikoma įprastose lydkrosnėse, kuriose kaip kuro oksidatorius naudojamas oras.
                              Didžiausia nauda užtikrinama atlikus įprastą krosnies remontą ar visiškai perstačius krosnį, šį metodą derinant su tinkamiausia krosnies konstrukcija ir geometrija
                           
                        
                              
                                          b)
                                       
                                       
                                          Sumažinta degimui tiekiamo oro temperatūra
                                       
                                    
                           
                              Taikoma tik tam tikromis su įranga susijusiomis aplinkybėmis, nes sumažėja lydkrosnės veiksmingumas ir joje sunaudojama daugiau kuro (t. y. vietoj regeneracinių krosnių naudojamos rekuperacinės krosnys)
                           
                        
                              
                                          c)
                                       
                                       
                                          Pakopinis deginimas
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tiekiamo oro srauto dalijimas
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tiekiamo kuro srauto dalijimas
                                                   
                                                
                                    
                           
                              Tiekiamo kuro srauto dalijimas taikomas daugeliui įprastų krosnių, kuriose kaip oksidatorius naudojamas oras.
                              Tiekiamo oro srauto dalijimas retai pritaikomas, nes šis procesas yra techniškai sudėtingas
                           
                        
                              
                                          d)
                                       
                                       
                                          Kūryklų dujų recirkuliacija
                                       
                                    
                           
                              Šis metodas taikomas tik naudojant specialius degiklius, kuriais automatiškai reguliuojama išmetamųjų dujų recirkuliacija
                           
                        
                              
                                          e)
                                       
                                       
                                          Degikliai, kuriuos naudojant išmetamas mažas NOX kiekis
                                       
                                    
                           
                              Dažniausiai taikomas metodas.
                              Šį metodą taikant skersinės liepsnos, dujomis kūrenamoms krosnims, nauda aplinkai apskritai yra mažesnė; tai lemia techniniai apribojimai ir mažesnis krosnies panaudojimo lankstumas.
                              Didžiausia nauda užtikrinama atliekant įprastą krosnies remontą ar ją visiškai perstačius, šį metodą derinant su tinkamiausia lydkrosnės konstrukcija ir geometrija
                           
                        
                              
                                          f)
                                       
                                       
                                          Kuro pasirinkimas
                                       
                                    
                           
                              Pritaikomumas gali būti ribotas, nes ne visada yra galimybių gauti skirtingų tipų kuro, o tai gali lemti valstybės narės vykdoma energetikos politika.
                           
                        
                              
                                          ii.
                                       
                                       
                                          Elektrinis lydymas
                                       
                                    
                           
                              Netaikoma gaminant didelius stiklo kiekius (> 300 tonų per dieną)
                              Netaikoma tuo atveju, jeigu kiekvieną kartą reikia pagaminti labai skirtingą stiklo kiekį.
                              Pasirinkus šį metodą, reikia visiškai perstatyti lydkrosnę
                           
                        
                              
                                          iii.
                                       
                                       
                                          Lydymas, kai deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis
                                       
                                    
                           
                              Didžiausia nauda aplinkai užtikrinama tada, kai šis metodas taikomas visiškai perstatant lydkrosnę
                           
                        
            
                  II.
               
               
                  antriniai metodai, pvz.:
                  
                              Metodas (116)
                              
                           
                           
                              Pritaikomumas
                           
                        
                              
                                          i.
                                       
                                       
                                          Selektyvioji katalizinė redukcija (SEK)
                                       
                                    
                           
                              Taikant šį metodą gali reikėti modernizuoti dulkių mažinimo sistemą, siekiant užtikrinti mažesnę nei 10–15 mg/Nm3 dulkių koncentraciją, ir sieros pašalinimo sistemą, kad būtų šalinamas išmetamas SOX kiekis.
                              Kadangi būtina išlaikyti optimalią veikimo temperatūrą, šis metodas taikomas tik naudojant elektrostatinius nusodintuvus. Apskritai metodas netaikomas, kai naudojama rankovinio filtro sistema, nes dėl žemos veikimo temperatūros (jos intervalas 180–200 °C) reikėtų pašildyti išmetamąsias dujas.
                              Taikant šį metodą gali reikėti daug erdvės.
                           
                        
                              
                                          ii.
                                       
                                       
                                          Selektyvioji nekatalizinė redukcija (SEK)
                                       
                                    
                           
                              Šis metodas gana sunkiai pritaikomas įprastose regeneracinėse lydkrosnėse, nes sunku užtikrinti reikalingą temperatūrų intervalą arba jį naudojant kūryklų dujų nepavyktų tinkamai sumaišyti su reagentu.
                              Jį galima taikyti naujose regeneracinėse krosnyse, kuriose sumontuoti periodiniai regeneratoriai; tačiau temperatūrų intervalą sunku išlaikyti, nes keičiama liepsnos kryptis kamerose, todėl temperatūros vertė cikliškai kinta.
                           
                        
            
         39   lentelė
      
      
         Specialaus stiklo sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas NOx GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (117)
                  
               
            
                  NOX, išreikšti NO2
                  
               
               
                  Degimo proceso modifikavimas
               
               
                  600–800
               
               
                  1,5–3,2
               
            
                  Elektrinis lydymas
               
               
                  < 100
               
               
                  < 0,25–0,4
               
            
                  Lydymas, kai deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis (118)
                      (119)
                  
               
               
                  Netaikoma
               
               
                  < 1–3
               
            
                  Antriniai metodai
               
               
                  < 500
               
               
                  < 1–3
               
            50.   Jeigu formuojant įkrovą naudojami nitratai, GPGB – išmetamo NOx kiekio mažinimas, mažinant šių žaliavų naudojimą ir taikant pirminius ar antrinius metodus
      
                  Metodas (120)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  Pirminiai metodai
               
            
                  
                              —
                           
                           
                              Formuojant įkrovą naudojamų nitratų kiekio mažinimas
                              Nitratai naudojami gaminant labai aukštos kokybės produktus, kai reikia užtikrinti specialias stiklo savybes. Veiksmingos pakaitinės medžiagos yra sulfatai, arseno oksidai, cerio oksidas
                           
                        
               
                  Nitratų pakeitimą formuojant įkrovą gali riboti didelės su pakaitinėmis medžiagomis susijusios išlaidos ir (arba) didesnis poveikis aplinkai
               
            
         
      
         40   lentelė
      
      
         Kai formuojant įkrovą naudojami nitratai, specialaus stiklo sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas NOx GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB
               
               
                  GPGB SITK (121)
                  
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (122)
                  
               
            
                  NOX, išreikšti NO2
                  
               
               
                  Nitratų kiekio mažinimas formuojant įkrovą, kartu taikant pirminius ar antrinius metodus
               
               
                  < 500–1 000
               
               
                  < 1–6
               
            1.6.3.   Iš lydkrosnių išmetamas sieros oksidų (SOX) kiekis
      
      51.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo SOx kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (123)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Sieros kiekio mažinimas formuojant įkrovą ir sieros balanso optimizavimas
                           
                        
               
                  Metodas apskritai taikomas atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su galutinio stiklo produkto kokybės reikalavimais.
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Mažai sieros turinčio kuro naudojimas
                           
                        
               
                  Pritaikomumas gali būti ribotas, nes ne visada yra galimybių gauti mažai sieros turinčio kuro, o tai gali lemti valstybės narės vykdoma energetikos politika.
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
         
      
         41   lentelė
      
      
         Specialaus stiklo sektoriuje ir lydkrosnės išmetamas SOx GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  Kuras ir lydymo metodas
               
               
                  GPGB SITK (124)
                  
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (125)
                  
               
            
                  SOx, išreikšti SO2
                  
               
               
                  Gamtinės dujos,
                  elektrinis lydymas (126)
                  
               
               
                  < 30–200
               
               
                  < 0,08–0,5
               
            
                  Mazutas (127)
                  
               
               
                  500–800
               
               
                  1,25–2
               
            1.6.4.   Iš lydkrosnių išmetamas vandenilio chlorido (HCl) ir vandenilio fluorido (HF) kiekis
      
      52.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo HCl ir HF kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (128)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Formuojant įkrovą žaliavų, pasižyminčių mažu chloro ir fluoro kiekiu, pasirinkimas
                           
                        
               
                  Šio metodo taikymas gali būti ribotas, atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su įranga gaminamo tam tikro tipo stiklo įkrovos formavimu ir galimybe gauti žaliavų
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Fluoro ir (arba) chloro junginių kiekio mažinimas formuojant įkrovą ir fluoro ir (arba) chloro masės balanso optimizavimas
                              Fluoro junginiai naudojami norint specialiam stiklui (baltiesiems šviesos technikos stiklo gaminiams, optiniam stiklui) suteikti ypatingų savybių.
                              Chloro junginiai gali būti naudojami kaip skaidrinimo priemonė gaminant borosilikatinio stiklo gaminius.
                           
                        
               
                  Metodas apskritai taikomas atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su galutinio produkto kokybės reikalavimais
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
         
      
         42   lentelė
      
      
         Specialaus stiklo sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas HCl ir HF GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (129)
                  
               
            
                  Vandenilio chloridas, išreikštas HCl (130)
                  
               
               
                  < 10–20
               
               
                  < 0,03–0,05
               
            
                  Vandenilio fluoridas, išreikštas HF
               
               
                  < 1–5
               
               
                  < 0,003–0,04 (131)
                  
               
            1.6.5.   Iš lydkrosnių išmetamas metalų kiekis
      
      53.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo metalų kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (132)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Formuojant įkrovą žaliavų, pasižyminčių mažu metalų kiekiu, pasirinkimas
                           
                        
               
                  Pritaikomumas gali būti ribotas, atsižvelgiant į įrenginiu gaminamo stiklo tipą ir galimybę gauti žaliavų
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Mažesnio metalų junginių kiekio naudojimas formuojant įkrovą, tinkamai pasirenkant žaliavas, kai reikia stiklui suteikti spalvą ar ją pašalinti arba kai stiklui suteikiamos specialios savybės
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomi metodai
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
            
         
      
         43   lentelė
      
      
         Specialaus stiklo sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas metalų GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK (133)
                      (134)
                  
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (135)
                  
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI)
               
               
                  < 0,1–1
               
               
                  < 0,3–3 × 10–3
                  
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn)
               
               
                  < 1–5
               
               
                  < 3–15 × 10–3
                  
               
            1.6.6.   Tolesnių procesų metu išmetamas teršalų kiekis
      
      54.   GPGB – tolesnių su dulkių susidarymu susijusių procesų metu išmetamo dulkių ir metalų kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (136)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Su dulkių susidarymu susijusių operacijų atlikimas (pvz., pjovimas, šlifavimas, poliravimas) naudojant skystį
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomi metodai
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Rankovinio filtro sistemos taikymas
                           
                        
            
         
      
         44   lentelė
      
      
         Specialaus stiklo sektoriuje tolesnių procesų metu išmetamas dulkių ir metalų GPGB SITK, kai apdorojama atskirai
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
            
                  Dulkės
               
               
                  1–10
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) (137)
                  
               
               
                  < 1
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn) (137)
                  
               
               
                  < 1–5
               
            55.   Naudojant poliravimą rūgštimi, GPGB – išmetamo HF kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (138)
                  
               
               
                  Aprašas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Poliravimo produkto nuostolių mažinimas užtikrinant tinkamą taikymo sistemos sandarumą
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomi metodai
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Antrinio metodo, pvz., šlapiojo dujų valymo, taikymas
                           
                        
            
         
      
         45   lentelė
      
      
         Specialaus stiklo sektoriuje naudojant poliravimą rūgštimi išmetamas HF GPGB SITK, kai apdorojama atskirai
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
            
                  Vandenilio fluoridas, išreikštas HF
               
               
                  < 5
               
            1.7.   GPGB išvados dėl mineralinės vatos gamybos
      
      Jeigu nenurodyta kitaip, šiame skirsnyje pateiktas GPGB išvadas galima taikyti visiems gaminant mineralinę vatą naudojamiems įrenginiams.
      1.7.1.   Iš lydkrosnių išmetamas dulkių kiekis
      
      56.   GPGB – dulkių, kurios išsiskiria iš lydkrosnės išmetamų dujų, kiekio mažinimas, naudojant elektrostatinį nusodintuvą ar taikant rankovinio filtro sistemą
      
                  Metodas (139)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  Filtravimo sistema: elektrostatinis nusodintuvas ar rankovinis filtras
               
               
                  Dažniausiai taikomas metodas.
                  Gaminant akmens vatą, elekrostatiniai nusodintuvai šachtinėse lydkrosnėse nenaudojami, nes kyla pavojus, kad krosnyje susidarantis anglies monoksidas nuo iškaitinimo gali sprogti
               
            
         
      
         46   lentelė
      
      
         Mineralinės vatos sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas dulkių kiekis
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (140)
                  
               
            
                  Dulkės
               
               
                  < 10–20
               
               
                  < 0,02–0,050
               
            1.7.2.   Iš lydkrosnių išmetamas azoto oksidų (NOx) kiekis
      
      57.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo NOx kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (141)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            i.   Degimo proceso modifikavimas
               
            
                  
                              a)
                           
                           
                              Oro ir kuro santykio sumažinimas
                           
                        
               
                  Taikoma įprastose krosnyse, kuriose kaip kuro oksidatorius naudojamas oras.
                  Didžiausia nauda užtikrinama atliekant įprastą krosnies remontą ar visiškai ją perstačius, kai derinama su tinkamiausia lydkrosnės konstrukcija ir geometrija
               
            
                  
                              b)
                           
                           
                              Sumažinta degimui tiekiamo oro temperatūra
                           
                        
               
                  Taikoma tik tam tikromis su įranga susijusiomis aplinkybėmis, nes sumažėja krosnies veiksmingumas ir joje sunaudojama daugiau kuro (t. y. vietoj regeneracinių krosnių naudojamos rekuperacinės krosnys)
               
            
                  
                              c)
                           
                           
                              Pakopinis deginimas
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Tiekiamo oro srauto dalijimas
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          Tiekiamo kuro srauto dalijimas
                                       
                                    
                        
               
                  Tiekiamo kuro srauto dalijimas taikomas daugeliui įprastų krosnių, kuriose kaip oksidatorius naudojamas oras.
                  Tiekiamo oro srauto dalijimas retai pritaikomas, nes šis procesas yra techniškai sudėtingas
               
            
                  
                              d)
                           
                           
                              Kūryklų dujų recirkuliacija
                           
                        
               
                  Šis metodas taikomas tik naudojant specialius degiklius, kuriais automatiškai reguliuojama išmetamųjų dujų recirkuliacija
               
            
                  
                              e)
                           
                           
                              Degikliai, kuriuos naudojant išmetamas mažas NOx kiekis
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas.
                  Šį metodą taikant skersinės liepsnos, dujomis kūrenamoms krosnims, nauda aplinkai apskritai yra mažesnė; tai lemia techniniai apribojimai ir mažesnis krosnies panaudojimo lankstumas.
                  Didžiausia nauda užtikrinama atliekant įprastą krosnies remontą ar visiškai ją perstačius, kai derinama su tinkamiausia lydkrosnės konstrukcija ir geometrija
               
            
                  
                              f)
                           
                           
                              Kuro pasirinkimas
                           
                        
               
                  Pritaikomumas gali būti ribotas, nes ne visada yra galimybių gauti skirtingų tipų kuro, o tai gali lemti valstybės narės vykdoma energetikos politika.
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Elektrinis lydymas
                           
                        
               
                  Netaikoma gaminant didelius stiklo kiekius (> 300 tonų per dieną)
                  Netaikoma tuo atveju, jeigu kiekvieną kartą reikia pagaminti labai skirtingą stiklo kiekį.
                  Pasirinkus šį metodą, reikia visiškai perstatyti krosnį
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Lydymas, kai deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis
                           
                        
               
                  Didžiausia nauda aplinkai užtikrinama tada, kai šis metodas taikomas visiškai perstatant krosnį
               
            
         
      
         47   lentelė
      
      
         Mineralinės vatos sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas NOx GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  Produktas
               
               
                  Lydymo metodas
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (142)
                  
               
            
                  NOx, išreikšti NO2
                  
               
               
                  Stiklo vata
               
               
                  Krosnys, kuriose kaip kuro oksidatorius naudojamas oras, ir elektrinės krosnys
               
               
                  < 200–500
               
               
                  < 0,4–1,0
               
            
                  Lydymas, kai deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis (143)
                  
               
               
                  Netaikoma
               
               
                  < 0,5
               
            
                  Akmens vata
               
               
                  Visų tipų krosnys
               
               
                  < 400–500
               
               
                  < 1,0–1,25
               
            58.   Jeigu stiklo vatos gamyboje formuojant įkrovą naudojami nitratai, GPGB – išmetamo NOx kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (144)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Formuojant įkrovą, mažesnio nitratų kiekio naudojimas
                              Jeigu, formuojant įkrovas, didelę jų dalį sudaro išorės stiklo laužas, nitratai naudojami kaip oksiduojanti medžiaga, siekiant kompensuoti stiklo lauže esančias organines medžiagas
                           
                        
               
                  Metodas apskritai taikomas atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su galutinio produkto kokybės reikalavimais
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Elektrinis lydymas
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas.
                  Pasirinkus elektrinį lydymą, reikia visiškai perstatyti krosnį
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Lydymas, kai deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas.
                  Didžiausia nauda aplinkai užtikrinama tada, kai šis metodas taikomas visiškai perstatant lydkrosnę
               
            
         
      
         48   lentelė
      
      
         Iš lydkrosnės išmetamas NOx GPGB SITK, kai stiklo vatos gamyboje formuojant įkrovą naudojami nitratai
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (145)
                  
               
            
                  NOX, išreikšti NO2
                  
               
               
                  Nitratų kiekio mažinimas formuojant įkrovą ir pirminių metodų taikymas
               
               
                  < 500–700
               
               
                  < 1,0–1,4 (146)
                  
               
            1.7.3.   Iš lydkrosnių išmetamas sieros oksidų (SOX) kiekis
      
      59.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo SOx kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (147)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Sieros kiekio mažinimas formuojant įkrovą ir sieros balanso optimizavimas
                           
                        
               
                  Gaminant stiklo vatą šis metodas paprastai taikomas atsižvelgiant į galimybę gauti žaliavų, visų pirma išorės stiklo laužo, kurių sudėtyje yra nedidelis sieros kiekis. Didelis išorės stiklo laužo kiekis, naudojamas formuojant įkrovą, apriboja galimybes optimizuoti sieros balansą, nes sieros kiekis yra nepastovus.
                  Akmens vatos gamyboje siekiant optimizuoti sieros balansą gali reikėti derinti iš kūryklų dujų išsiskiriančio SOx kiekio šalinimą ir kietųjų atliekų, susidarančių apdorojant kūryklų dujas (filtro dulkių) ir per pluošto susidarymo procesą, valdymą; šios atliekos gali būti panaudotos formuojant įkrovas (cemento briketai) arba jas gali tekti pašalinti
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Mažai sieros turinčio kuro naudojimas
                           
                        
               
                  Pritaikomumas gali būti ribotas, nes ne visada yra galimybių gauti mažai sieros turinčio kuro, o tai gali lemti valstybės narės vykdoma energetikos politika.
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
               
                  Gaminant akmens vatą elekrostatiniai nusodintuvai šachtinėse lydkrosnėse nenaudojami (žr. GPGB 56)
               
            
                  
                              iv.
                           
                           
                              Šlapiasis dujų valymas
                           
                        
               
                  Metodas paprastai taikomas atsižvelgiant į techninio pobūdžio apribojimus, t. y. gali būti reikalingi tam tikri nuotekų valymo įrenginiai
               
            
         
      
         49   lentelė
      
      
         Mineralinės vatos sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas SOx GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  Produktas ir (arba) sąlygos
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (148)
                  
               
            
                  SOx, išreikšti SO2
                  
               
               
                  
                     
                        Stiklo vata
                     
                  
               
            
                  Kūrenamos dujomis ir elektrinės krosnys (149)
                  
               
               
                  < 50–150
               
               
                  < 0,1–0,3
               
            
                  
                     
                        Akmens vata
                     
                  
               
            
                  Kūrenamos dujomis ir elektrinės krosnys
               
               
                  < 350
               
               
                  < 0,9
               
            
                  Šachtinės lydkrosnės, briketai ar šlakas pakartotinai nepanaudojami (150)
                  
               
               
                  < 400
               
               
                  < 1,0
               
            
                  Šachtinės lydkrosnės, pakartotinai panaudojami cemento briketai ar šlakas (151)
                  
               
               
                  < 1 400
               
               
                  < 3,5
               
            1.7.4.   Iš lydkrosnių išmetamas vandenilio chlorido (HCl) ir vandenilio fluorido (HF) kiekis
      
      60.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo HCl ir HF kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (152)
                  
               
               
                  Aprašas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Formuojant įkrovą žaliavų, pasižyminčių mažu chloro ir fluoro kiekiu, pasirinkimas
                           
                        
               
                  Taikant metodą paprastai atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su įkrovos formavimu ir galimybe gauti žaliavų
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
               
                  Gaminant akmens vatą elekrostatiniai nusodintuvai šachtinėse lydkrosnėse nenaudojami (žr. GPGB 56)
               
            
         
      
         50   lentelė
      
      
         Mineralinės vatos sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas HCl ir HF GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  Produktas
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (153)
                  
               
            
                  Vandenilio chloridas, išreikštas HCl
               
               
                  Stiklo vata
               
               
                  < 5–10
               
               
                  < 0,01–0,02
               
            
                  Akmens vata
               
               
                  < 10–30
               
               
                  < 0,025–0,075
               
            
                  Vandenilio fluoridas, išreikštas HF
               
               
                  Visi produktai
               
               
                  < 1–5
               
               
                  < 0,002–0,013 (154)
                  
               
            1.7.5.   Iš akmens vatos lydkrosnių išmetamas vandenilio sulfido (H2S) kiekis
      
      61.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo H2S kiekio mažinimas, kai taikant išmetamųjų dujų deginimo sistemą siekiama oksiduoti vandenilio sulfidą ir jį paversti SO2
      
      
                  Metodas (155)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  Išmetamųjų dujų deginimo sistema
               
               
                  Metodas paprastai taikomas akmens vatos šachtinėse lydkrosnėse
               
            
         
      
         51   lentelė
      
      
         Gaminant akmens vatą iš lydkrosnės išmetamas H2S GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (156)
                  
               
            
                  Vandenilio sulfidas, išreikštas H2S
               
               
                  < 2
               
               
                  < 0,005
               
            1.7.6.   Iš lydkrosnių išmetamas metalų kiekis
      
      62.   GPGB – iš lydkrosnių išmetamo metalų kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (157)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Formuojant įkrovą žaliavų, pasižyminčių mažu metalų kiekiu, pasirinkimas
                           
                        
               
                  Taikant metodą paprastai atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su galimybe gauti žaliavų.
                  Gaminant stiklo vatą mangano naudojimas kaip oksiduojančios medžiagos formuojant įkrovą priklauso nuo išorės stiklo laužo, kuris naudojamas formuojant įkrovą, kokybės ir kiekio ir jo kiekį galima atitinkamai sumažinti
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Filtravimo sistemos naudojimas
                           
                        
               
                  Gaminant akmens vatą elekrostatiniai nusodintuvai šachtinėse lydkrosnėse nenaudojami (žr. GPGB 56)
               
            
         
      
         52   lentelė
      
      
         Mineralinės vatos sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas metalų GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK (158)
                  
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (159)
                  
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI)
               
               
                  < 0,2–1 (160)
                  
               
               
                  < 0,4–2,5 × 10–3
                  
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn)
               
               
                  < 1–2 (160)
                  
               
               
                  < 2–5 × 10–3
                  
               
            1.7.7.   Tolesnių procesų metu išmetamas teršalų kiekis
      
      63.   GPGB – tolesnių procesų metu išmetamų teršalų kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (161)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Didesniųjų kietųjų dalelių šalinimo įtaisai ir dulkių ciklonai
                              Metodas grindžiamas kietųjų dalelių ir lašelių šalinimu iš išmetamųjų dujų taikant susidūrimo ir (arba) atsitrenkimo procesus bei dujinės fazės medžiagų šalinimu jas iš dalies absorbuojant vandeniu. Gamybinis vanduo paprastai naudojamas didesniųjų kietųjų dalelių šalinimo įtaisuose. Prieš pakartotinį naudojimą gamybinis vanduo yra filtruojamas
                           
                        
               
                  Metodas paprastai taikomas mineralinės vatos sektoriuje, visų pirma stiklo vatos gamybos procesuose, apdorojant iš formavimo zonos (pluošto dengimo zonos) šalinamus teršalus.
                  Šio metodo taikymo galimybės akmens gamybos procesuose yra ribotos, nes jį naudojant galėtų būti padarytas neigiamas poveikis kitiems taikomiems teršalų kiekio mažinimo metodams.
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Šlapiojo dujų valymo įtaisai
                           
                        
               
                  Metodas paprastai taikomas apdorojant išmetamąsias dujas, kurios susidaro vykdant formavimo procesą (pluošto dengimas danga), ar kombinuotąsias išmetamąsias dujas (susidarančias per formavimo ir džiovinimo procesus)
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Šlapieji elektrostatiniai nusodintuvai
                           
                        
               
                  Metodas paprastai taikomas apdorojant išmetamąsias dujas, kurios susidaro vykdant formavimo procesą (pluoštą dengiant danga) ar yra išmetamos iš produkto džiovinimo krosnių, arba apdorojant kombinuotąsias išmetamąsias dujas (susidarančias per formavimo ir džiovinimo procesus)
               
            
                  
                              iv.
                           
                           
                              Akmens vatos filtrai
                              Jį sudaro plieno ar betono konstrukcija, kurioje įmontuojami plokšti akmens vatos luitai, kurie naudojami kaip filtravimo medžiaga. Fltravimo medžiagą reikia periodiškai valyti ar keisti. Šis filtras tinkamas išmetamosioms dujoms, pasižyminčioms dideliu drėgmės ir lipnių kietųjų dalelių kiekiu, apdoroti.
                           
                        
               
                  Šis metodas dažniausiai taikomas akmens vatos gamybos procesuose iš formavimo zonos ir (arba) produkto džiovinimo krosnių išmetamoms dujoms valyti
               
            
                  
                              v.
                           
                           
                              Išmetamųjų dujų deginimas
                           
                        
               
                  Metodas paprastai naudojamas iš produkto džiovinimo krosnių išmetamoms dujoms apdoroti, visų pirma per akmens vatos gamybos procesus.
                  Taikymas kombinuotosioms išmetamosioms dujoms (susidarančioms per formavimo ir džiovinimo procesus) nėra ekonomiškai efektyvus, nes šių dujų susidaro dideli kiekiai, jos būna mažos koncentracijos ir žemos temperatūros
               
            
         
      
         53   lentelė
      
      
         Mineralinės vatos gamybos sektoriuje tolesnių procesų metu į atmosferą išmetamas teršalų GPGB SITK, kai apdorojama atskirai
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai užbaigto produkto
               
            
                  
                     
                        Formavimo zona. Formavimo ir džiovinimo procesų metu išmetami kombinuotieji teršalai. Formavimo, džiovinimo ir aušinimo procesų metu išmetami kombinuotieji teršalai
                     
                  
               
            
                  Bendras kietųjų dalelių kiekis
               
               
                  < 20–50
               
               
                  —
               
            
                  Fenolis
               
               
                  < 5–10
               
               
                  —
               
            
                  Formaldehidas
               
               
                  < 2–5
               
               
                  —
               
            
                  Amoniakas
               
               
                  30–60
               
               
                  —
               
            
                  Aminai
               
               
                  < 3
               
               
                  —
               
            
                  Bendras lakiųjų organinių junginių kiekis, išreikštas C
               
               
                  10–30
               
               
                  —
               
            
                  
                     
                        Iš produkto džiovinimo krosnių išmetami teršalai
                     
                      (162)
                      (163)
                  
               
            
                  Bendras kietųjų dalelių kiekis
               
               
                  < 5–30
               
               
                  < 0,2
               
            
                  Fenolis
               
               
                  < 2–5
               
               
                  < 0,03
               
            
                  Formaldehidas
               
               
                  < 2–5
               
               
                  < 0,03
               
            
                  Amoniakas
               
               
                  < 20–60
               
               
                  < 0,4
               
            
                  Aminai
               
               
                  < 2
               
               
                  < 0,01
               
            
                  Bendras lakiųjų organinių junginių kiekis, išreikštas C
               
               
                  < 10
               
               
                  < 0,065
               
            
                  NOX, išreikšti NO2
                  
               
               
                  < 100–200
               
               
                  < 1
               
            1.8.   GPGB išvados dėl aukštai temperatūrai atsparios izoliavimo vatos (toliau – ATAIV) gamybos
      
      Jeigu nenurodyta kitaip, šiame skirsnyje pateiktas GPGB išvadas galima taikyti visiems ATAIV gamybos įrenginiams.
      1.8.1.   Lydymo ir tolesnių procesų metu išmetamas dulkių kiekis
      
      64.   GPGB – dulkių, kurios išsiskiria iš lydkrosnės išmetamų dujų, kiekio mažinimas, naudojant filtravimo sistemą.
      
                  Metodas (164)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  Filtravimo sistemą paprastai sudaro rankovinis filtras
               
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
         
      
         54   lentelė
      
      
         ATAIV sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas dulkių GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
            
                  Dulkės
               
               
                  Kūryklų dujų valymas naudojant filtravimo sistemas
               
               
                  < 5–20 (165)
                  
               
            65.   GPGB – tolesnių su dulkių susidarymu susijusių procesų metu išmetamo teršalų kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (166)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Produkto nuostolių sumažinimas užtikrinant reikiamą gamybos linijos sandarumą, jeigu techniškai įmanoma.
                              Galimi išmetamų dulkių ir plaušų šaltiniai:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          pluošto formavimasis ir surinkimas
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          sluoksnio formavimas (smaigstymas adatomis)
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          tepimo medžiagų degimas
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          galutinio produkto pjovimas, apkarpymas ir pakavimas
                                       
                                    Tolesnio apdorojimo sistemų tinkama konstrukcija, sandarumas ir techninė priežiūra yra pagrindinės priemones, kurias taikant galima sumažinti į atmosferą išmetamo produkto kiekį
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomi metodai
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Pjovimo, apkarpymo ir pakavimo vakuume procesų vykdymas, taikant veiksmingą ištraukimo sistemą ir naudojant audeklinį filtrą.
                              Darbo vietoje (t. y. pjovimo mašinoje, pakuojat į kartotines dėžes) naudojamas neigiamas slėgis siekiant ištraukti kietąsias daleles ir išmetamus plaušus bei nukreipti juos į audeklinį filtrą
                           
                        
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Audeklinio filtro sistemos taikymas (166)
                              
                              Tolesnių operacijų metu (pvz., pluošto susidarymo, sluoksnio formavimo, tepimo medžiagų degimo) išmetamos dujos nukreipiamos į apdorojimo sistemą, kurią sudaro rankovinis filtras
                           
                        
            
         
      
         55   lentelė
      
      
         ATAIV sektoriuje tolesnių su dulkių susidarymu susijusių procesų metu išmetamas GPGB SITK, kai apdorojama atskirai
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
            
                  Dulkės (167)
                  
               
               
                  1 –5
               
            1.8.2.   Lydymo ir tolesnių procesų metu išmetamas azoto oksidų (NOx) kiekis
      
      66.   GPGB – krosnyje deginant tepimo medžiagas išmetamo NOx kiekio mažinimas, reguliuojant degimo procesą ir (arba) atliekant modifikacijas
      
                  Metodas
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  Degimo proceso reguliavimas ir (arba) modifikavimas
                  Siekiant sumažinti termiškai susidarančių išmetamų NOx kiekį, reguliuojami pagrindiniai degimo parametrai:
                  
                              —
                           
                           
                              oro ir kuro santykis (deguonies kiekis reakcijos zonoje)
                           
                        
                              —
                           
                           
                              liepsnos temperatūra
                           
                        
                              —
                           
                           
                              buvimo aukštos temperatūros zonoje trukmė.
                           
                        Tinkama degimo proceso kontrolė užtikrinama sukuriant minėtas sąlygas, kurios yra mažiausiai palankios susidaryti NOx
                  
               
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
         
      
         56   lentelė
      
      
         ATAIV sektoriuje iš tepimo medžiagų deginimo krosnies išmetamas NOx GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
            
                  NOX, išreikšti NO2
                  
               
               
                  Degimo proceso reguliavimas ir (arba) modifikavimas
               
               
                  100–200
               
            1.8.3.   Lydymo ir tolesnių procesų metu išmetamas sieros oksidų (SOx) kiekis
      
      67.   GPGB – iš lydkrosnių ir tolesnių procesų metu išmetamo SOx kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (168)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Formuojant įkrovą žaliavų, pasižyminčių mažu sieros kiekiu, pasirinkimas
                           
                        
               
                  Taikant metodą paprastai atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su galimybe gauti žaliavų.
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Mažai sieros turinčio kuro naudojimas
                           
                        
               
                  Pritaikomumas gali būti ribotas, nes ne visada yra galimybių gauti mažai sieros turinčio kuro, o tai gali lemti valstybės narės vykdoma energetikos politika.
               
            
         
      
         57   lentelė
      
      
         ATAIV sektoriuje iš lydkrosnių ir tolesnių procesų metu išmetamas SOX GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
            
                  SOx, išreikšti SO2
                  
               
               
                  Pirminiai metodai
               
               
                  < 50
               
            1.8.4.   Iš lydkrosnių išmetamas vandenilio chlorido (HCl) ir vandenilio fluorido (HF) kiekis
      
      68.   GPGB – iš lydkrosnių išmetamo HCl ir HF kiekio mažinimas, kai formuojant įkrovą pasirenkamos žaliavos, kurių sudėtyje yra mažas chloro ir fluoro kiekis
      
                  Metodas (169)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  Formuojant įkrovą žaliavų, pasižyminčių mažu chloro ir fluoro kiekiu, pasirinkimas
               
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
         
      
         58   lentelė
      
      
         ATAIV sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas HCl ir HF GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
            
                  Vandenilio chloridas, išreikštas HCl
               
               
                  < 10
               
            
                  Vandenilio fluoridas, išreikštas HF
               
               
                  < 5
               
            1.8.5.   Iš lydkrosnių ir tolesnių procesų metu išmetamas metalų kiekis
      
      69.   GPGB – iš lydkrosnės ir (arba) tolesnių procesų metu išmetamo metalų kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (170)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Formuojant įkrovą žaliavų, pasižyminčių mažu metalų kiekiu, pasirinkimas
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomi metodai
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Filtravimo sistemos taikymas
                           
                        
            
         
      
         59   lentelė
      
      
         ATAIV sektoriuje iš lydkrosnės ir (arba) tolesnių procesų metu išmetamas metalų GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK (171)
                  
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI)
               
               
                  < 1
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn)
               
               
                  < 5
               
            1.8.6.   Tolesnių procesų metu išmetamas lakiųjų organinių junginių kiekis
      
      70.   GPGB – iš tepimo medžiagų deginimo krosnies išmetamo lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (172)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Degimo reguliavimas, įskaitant susijusio išmetamo CO kiekio stebėseną.
                              Metodas grindžiamas degimo parametrų (pvz., deguonies kiekio reakcijos zonoje, liepsnos temperatūros) reguliavimu siekiant užtikrinti visišką išmetamųjų dujų organinių komponentų (t. y. polietileno glikolio) sudeginimą. Stebint išmetamą anglies monoksido kiekį galima kontroliuoti nesudegusių organinių medžiagų kiekį
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Išmetamųjų dujų deginimas
                           
                        
               
                  Šių metodų taikymą gali riboti su ekonominiu perspektyvumu susijusios priežastys, nes susidaro nedideli išmetamųjų dujų kiekiai ir maža LOJ koncentracija
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Šlapiojo dujų valymo įtaiso naudojimas
                           
                        
            
         
      
         60   lentelė
      
      
         ATAIV sektoriuje iš tepimo medžiagų deginimo krosnies išmetamų LOJ GPGB SITK, kai apdorojama atskirai
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
            
                  Lakieji organiniai junginiai, išreikšti C
               
               
                  Pirminiai ir (arba) antriniai metodai
               
               
                  10 –20
               
            1.9.   GPGB išvados dėl frito gamybos
      
      Jeigu nenurodyta kitaip, šiame skirsnyje pateiktas GPGB išvadas galima taikyti visiems frito gamyboje naudojamiems įrenginiams.
      1.9.1.   Iš lydkrosnių išmetamas dulkių kiekis
      
      71.   GPGB – dulkių, kurios išsiskiria iš lydkrosnės išmetamų dujų, kiekio mažinimas naudojant elektrostatinį nusodintuvą arba taikant rankovinio filtro sistemą.
      
                  Metodas (173)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  Filtravimo sistema: elektrostatinis nusodintuvas ar rankovinis filtras
               
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            
         
      
         61   lentelė
      
      
         Frito sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas dulkių GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (174)
                  
               
            
                  Dulkės
               
               
                  < 10–20
               
               
                  < 0,05–0,15
               
            1.9.2.   Iš lydkrosnių išmetamas azoto oksidų (NOx) kiekis
      
      72.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo NOx kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (175)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Formuojant įkrovą naudojamų nitratų kiekio mažinimas
                              Frito gamyboje, siekiant užtikrinti būtinas produktų savybes, nitratai naudojami formuojant daugelio produktų įkrovą
                           
                        
               
                  Formuojant įkrovą nitratų pakeitimo kitomis medžiagomis galimybės gali būti ribotos dėl didelių su pakaitinėmis medžiagomis susijusių išlaidų ir (arba) didesnis poveikis aplinkai ir (arba) galutinio produkto kokybės reikalavimų
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Į krosnį patenkančio nepageidaujamo oro kiekio mažinimas
                              Naudojant šį metodą užkertamas kelias orui patekti į lydkrosnę: sandarinami degiklių blokai, įkrovos medžiagos tiektuvas ir bet kuri kita lydkrosnės anga
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas
               
            iii.   Degimo proceso modifikavimas
               
            
                  
                              a)
                           
                           
                              Oro ir kuro santykio sumažinimas
                           
                        
               
                  Taikoma įprastose lydkrosnėse, kuriose kaip kuro oksidatorius naudojamas oras.
                  Didžiausia nauda užtikrinama atliekant įprastą krosnies remontą ar visiškai ją perstačius, kai tai suderinama su tinkamiausia lydkrosnės konstrukcija ir geometrija
               
            
                  
                              b)
                           
                           
                              Sumažinta degimui tiekiamo oro temperatūra
                           
                        
               
                  Taikoma tik tam tikromis su įranga susijusiomis aplinkybėmis, nes sumažėja krosnies veiksmingumas ir joje sunaudojama daugiau kuro
               
            
                  
                              c)
                           
                           
                              Pakopinis deginimas
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Tiekiamo oro srauto dalijimas
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          Tiekiamo kuro srauto dalijimas
                                       
                                    
                        
               
                  Tiekiamo kuro srauto dalijimas taikomas daugelyje įprastų lydkrosnių, kuriose kaip kuro oksidatorius naudojamas oras.
                  Tiekiamo oro srauto dalijimas retai pritaikomas, nes šis procesas yra techniškai sudėtingas
               
            
                  
                              d)
                           
                           
                              Kūryklų dujų recirkuliacija
                           
                        
               
                  Šis metodas taikomas tik naudojant specialius degiklius, kuriais automatiškai reguliuojama išmetamųjų dujų recirkuliacija
               
            
                  
                              e)
                           
                           
                              Degikliai, kuriuos naudojant išmetamas mažas NOx kiekis
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas.
                  Didžiausia nauda užtikrinama atliekant įprastą krosnies remontą ar visiškai ją perstačius, kai tai suderinama su tinkamiausia lydkrosnės konstrukcija ir geometrija
               
            
                  
                              f)
                           
                           
                              Kuro pasirinkimas
                           
                        
               
                  Pritaikomumas gali būti ribotas, nes ne visada yra galimybių gauti skirtingų tipų kuro, o tai gali lemti valstybės narės vykdoma energetikos politika.
               
            
                  
                              iv.
                           
                           
                              Lydymas, kai deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis
                           
                        
               
                  Didžiausia nauda aplinkai užtikrinama tada, kai šis metodas taikomas visiškai perstatant lydkrosnę
               
            
         
      
         62   lentelė
      
      
         Frito sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas NOx GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB
               
               
                  Eksploatavimo sąlygos
               
               
                  GPGB SITK (176)
                  
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (177)
                  
               
            
                  NOx, išreikštas NO2
                  
               
               
                  Pirminiai metodai
               
               
                  Kuro deginimas kaip oksidatorių naudojant deguonį (nenaudojant nitratų) (178)
                  
               
               
                  Netaikoma
               
               
                  < 2,5–5
               
            
                  Kuro deginimas kaip oksidatorių naudojant deguonį (naudojant nitratus)
               
               
                  Netaikoma
               
               
                  5–10
               
            
                  Kuro deginimas kaip oksidatorių naudojant orą, kuro deginimas kaip oksidatorių naudojant deguonies prisotintą orą (nenaudojant nitratų)
               
               
                  500–1 000
               
               
                  2,5–7,5
               
            
                  Kuro deginimas kaip oksidatorių naudojant orą, kuro deginimas kaip oksidatorių naudojant deguonies prisotintą orą (naudojant nitratus)
               
               
                  < 1 600
               
               
                  < 12
               
            1.9.3.   Iš lydkrosnių išmetamas sieros oksidų (SOX) kiekis
      
      73.   GPGB – iš lydkrosnės išmetamo SOx kiekio reguliavimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (179)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Formuojant įkrovą žaliavų, pasižyminčių mažu sieros kiekiu, pasirinkimas
                           
                        
               
                  Taikant metodą paprastai atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su galimybe gauti žaliavų
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas.
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Mažai sieros turinčio kuro naudojimas
                           
                        
               
                  Pritaikomumas gali būti ribotas, nes ne visada yra galimybių gauti mažai sieros turinčio kuro, o tai gali lemti valstybės narės vykdoma energetikos politika.
               
            
         
      
         63   lentelė
      
      
         Frito sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas SOx GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (180)
                  
               
            
                  SOx, išreikšti SO2
                  
               
               
                  < 50–200
               
               
                  < 0,25–1,5
               
            1.9.4.   Iš lydkrosnių išmetamas vandenilio chlorido (HCl) ir vandenilio fluorido (HF) kiekis
      
      74.   GPGB – iš lydkrosnių išmetamo HCl ir HF kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (181)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Formuojant įkrovą žaliavų, pasižyminčių mažu chloro ir fluoro kiekiu, pasirinkimas
                           
                        
               
                  Taikant metodą paprastai atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su įkrovos formavimu ir galimybe gauti žaliavų
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Fluoro junginių kiekio mažinimas formuojant įkrovą, jeigu jie naudoti siekiant užtikrinti galutinio produkto kokybę
                              Fluoro junginiai naudojami siekiant fritui suteikti specialias savybes (pvz., atsparumą terminiam ir cheminiam poveikiui)
                           
                        
               
                  Mažinant fluoro junginių kiekį ar juos keičiant pakaitinėmis medžiagomis turi būti atsižvelgiama į produkto kokybės reikalavimus
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomas metodas.
               
            
         
      
         64   lentelė
      
      
         Frito sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas HCl ir HF GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (182)
                  
               
            
                  Vandenilio chloridas, išreikštas HCl
               
               
                  < 10
               
               
                  < 0,05
               
            
                  Vandenilio fluoridas, išreikštas HF
               
               
                  < 5
               
               
                  < 0,03
               
            1.9.5.   Iš lydkrosnių išmetamas metalų kiekis
      
      75.   GPGB – iš lydkrosnių išmetamo metalų kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (183)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Formuojant įkrovą žaliavų, pasižyminčiu mažu metalų kiekiu, pasirinkimas
                           
                        
               
                  Metodas paprastai taikomas atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su įrenginiu gaminamo frito tipu ir galimybe gauti žaliavų
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Metalų junginių kiekio mažinimas formuojant įkrovą, kai norima fritui suteikti spalvą arba kitas specialias savybes
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomi metodai
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
                           
                        
            
         
      
         65   lentelė
      
      
         Frito sektoriuje iš lydkrosnės išmetamas metalų GPGB SITK
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK (184)
                  
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  kg tonai išlydyto stiklo (185)
                  
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI)
               
               
                  < 1
               
               
                  < 7,5 × 10–3
                  
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn)
               
               
                  < 5
               
               
                  < 37 × 10–3
                  
               
            1.9.6.   Tolesnių procesų metu išmetami teršalai
      
      76.   GPGB – tolesnių su dulkių susidarymu susijusių procesų metu išmetamo teršalų kiekio mažinimas, naudojant vieną iš šių metodų ar jų derinį:
      
                  Metodas (186)
                  
               
               
                  Pritaikomumas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Šlapiojo šlifavimo metodų taikymas
                              Naudojant šį metodą fritas šlifuojamas taip, kad būtų užtikrinamas norimo dydžio dalelių pasiskirstymas pakankamame skysčio kiekyje, kad susidarytų dumblas. Procesas paprastai atliekamas naudojant rutulinį malūną su aliuminio oksido rutuliukais ir vandeniu
                           
                        
               
                  Dažniausiai taikomi metodai
               
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Sausasis šlifavimas ir sausasis produkto pakavimas, naudojant veiksmingą ištraukimo sistemą ir audeklinį filtrą
                              Šlifavimo įrangoje ar darbo vietoje, kurioje atliekamas pakavimas, naudojamas neigiamas slėgis siekiant susidarančias dulkes nukreipti į audeklinį filtrą
                           
                        
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Filtravimo sistemos taikymas
                           
                        
            
         
      
         66   lentelė
      
      
         Frito sektoriuje tolesnių procesų metu į atmosferą išmetamas teršalų GPGB SITK, kai apdorojama atskirai
      
      
                  Parametras
               
               
                  GPGB SITK
               
            
                  mg/Nm3
                  
               
            
                  Dulkės
               
               
                  5–10
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI)
               
               
                  < 1 (187)
                  
               
            
                  Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn)
               
               
                  < 5 (187)
                  
               
            
         Žodynas
      
      1.10.   Metodų aprašymas
      
      1.10.1.   Išmetamas dulkių kiekis
      
      
                  Metodas
               
               
                  Aprašas
               
            
                  Elektrostatinis nusodintuvas
               
               
                  Veikiant elektrostatiniam nusodintuvui kietosios dalelės įkraunamos elektros krūviu ir atskiriamos naudojant elektrinį lauką. Elektrostatinius nusodintuvus galima naudoti skirtingomis sąlygomis
               
            
                  Rankovinis filtras
               
               
                  Rankoviniai filtrai yra sudaryti iš akytojo austinio ar suvelto audinio, per kurį leidžiamos dujos, kad iš jų būtų pašalintos kietosios dalelės.
                  Naudojant rankovinį filtrą privaloma pasirinkti reikiamą audeklinę medžiagą, kuri atitiktų išmetamųjų dujų savybes ir didžiausią darbinę temperatūrą.
               
            
                  Lakiųjų komponentų kiekio mažinimas modifikuojant žaliavas
               
               
                  Ruošiant įkrovas gali būti naudojami labai lakūs komponentai (pvz., boro junginiai), kurių kiekį galima sumažinti ar juos pakeisti siekiant sumažinti dulkių kiekį, daugiausia išsiskiriantį garuojant medžiagoms
               
            
                  Elektrinis lydymas
               
               
                  Taikant šį metodą lydkrosnei energija tiekiama naudojant varžinį šildymą.
                  Krosnyse su šaltu skliautu (elektrodai paprastai įterpiami krosnies apatinėje dalyje) įkrovos sluoksnis dengia stiklo lydalą ir taip gerokai sumažinamas įkrovos lakiųjų komponentų išsiskyrimas (pvz., švino junginių)
               
            1.10.2.   Išmetamas NOx kiekis
      
      
                  Metodas
               
               
                  Aprašas
               
            
                  Degimo proceso modifikavimas
               
            
                  
                              i.
                           
                           
                              Oro ir kuro santykio sumažinimas
                           
                        
               
                  Šis metodas grindžiamas šiomis ypatybėmis:
                  
                              —
                           
                           
                              sumažintu į krosnį patenkančiu oro kiekiu
                           
                        
                              —
                           
                           
                              nuodugniu degimo procesui naudojamo oro reguliavimu
                           
                        
                              —
                           
                           
                              modifikuota lydkrosnės degimo kameros konstrukcija
                           
                        
            
                  
                              ii.
                           
                           
                              Sumažinta degimui tiekiamo oro temperatūra
                           
                        
               
                  Vietoje regeneracinių lydkrosnių naudojant rekuperacines lydkrosnes galima taikyti žemesnę iš anksto pašildomo oro temperatūrą ir todėl žemesnę liepsnos temperatūrą. Tačiau ši pasirinktis susijusi su mažesniu lydkrosnės veiksmingumu (mažesnis konkretaus stiklo lydalo kiekis), mažesnis kuro naudojimo veiksmingumas ir didesnis kuro poreikis, todėl išmetamas galimai didesnis teršalų kiekis (kg tonai stiklo)
               
            
                  
                              iii.
                           
                           
                              Pakopinis deginimas
                           
                        
               
                  —   Tiekiamo oro srauto dalijimas– apima substechiometrinį kaitinimą ir papildomo oro ar deguonies nukreipimą į krosnį siekiant užbaigti degimo procesą.
                  —   Tiekiamo kuro srauto dalijimas– mažo impulso pirminė liepsna sukuriama oro tiekimo kanale (10 % visos energijos); antrinė liepsna apima pirminės liepsnos pagrindą ir sumažina jos branduolio temperatūrą
               
            
                  
                              iv.
                           
                           
                              Kūryklų dujų recirkuliacija
                           
                        
               
                  Išmetamosios lydkrosnės dujos nukreipiamos į liepsną siekiant sumažinti deguonies kiekį ir kartu liepsnos temperatūrą.
                  Naudojant specialius degiklius degimo proceso dujos nukreipiamos į liepsnos pagrindą ir jį ataušina bei sumažina deguonies kiekį karščiausioje liepsnos dalyje
               
            
                  
                              v.
                           
                           
                              Degikliai, kuriuos naudojant išmetamas mažas NOx kiekis
                           
                        
               
                  Naudojant šį metodą sumažinama aukščiausia liepsnos temperatūra, vėlinamas, tačiau užbaigiamas degimo procesas ir padidinamas perduodamos šilumos kiekis (padidėjusi liepsnos spinduliavimo geba). Jis gali būti susijęs su modifikuota lydkrosnės degimo kameros konstrukcija.
               
            
                  
                              vi.
                           
                           
                              Kuro pasirinkimas
                           
                        
               
                  Apskritai iš skystuoju kuru kaitinamų krosnių išmetamas mažesnis NOx kiekis nei iš dujomis kaitinamų lydkrosnių, nes pirmuoju atveju užtikrinama didesnė terminio spinduliavimo geba ir žemesnė liepsnos temperatūra
               
            
                  Speciali krosnies konstrukcija
               
               
                  Rekuperacinėms krosnims būdingos įvairios savybės, leidžiančios užtikrinti žemą liepsnos temperatūrą. Pagrindinės savybės:
                  
                              —
                           
                           
                              specialaus tipo degikliai (skaičius ir išdėstymas)
                           
                        
                              —
                           
                           
                              modifikuota lydkrosnės geometrija (aukštis ir dydis)
                           
                        
                              —
                           
                           
                              dviejų etapų žaliavos pašildymas: išmetamosiomis dujomis, kurios plūsta per žaliavą, kuri patenka į krosnį, ir išorės stiklo laužo pirminio pašildymo įrenginio, įrengto už rekuperatoriaus, naudojimas tiekiamam degimo proceso orui pašildyti
                           
                        
            
                  Elektrinis lydymas
               
               
                  Taikant šį metodą lydkrosnei energija tiekiama naudojant varžinį šildymą. Pagrindinės savybės:
                  
                              —
                           
                           
                              elektrodai paprastai įstatomi lydkrosnės dugne (šaltaskliautė lydkrosnė)
                           
                        
                              —
                           
                           
                              formuojant šaltaskliaučių lydkrosnių įkrovą dažnai privaloma naudoti nitratus siekiant sukurti stabiliam, saugiam ir veiksmingam gamybos procesui būtinas oksidavimo sąlygas
                           
                        
            
                  Lydymas, kai deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis
               
               
                  Taikant šį metodą degimo procesui reikalingas oras pakeičiamas deguonimi (> 90 % grynumo), todėl užkertamas kelias vėlesniam iš azoto, kuris patenka į krosnį, terminiam NOx susidarymui ar sumažinamas jų kiekis. Liekamasis azoto kiekis krosnyje priklauso nuo tiekiamo deguonies grynumo, kuro kokybės (N2 procentinė dalis gamtinėse dujose) ir oro tiekimo kanalo pajėgumo
               
            
                  Cheminė redukcija naudojant kurą
               
               
                  Naudojant šį metodą iškastinis kuras įpurškiamas į išmetamąsias dujas ir vykstant kelioms reakcijoms NOx chemiškai redukuojami į N2. Naudojant 3R procesą, kuras (gamtinės dujos ar skystasis kuras) įpurškiamas ties regeneratoriaus anga. Ši technologija skirta naudoti regeneracinėse lydkrosnėse
               
            
                  Selektyvioji katalizinė redukcija (SEK)
               
               
                  Naudojant šį metodą katalizatoriaus kameroje vykstant reakcijai su amoniaku (paprastai vandens tirpalu) ir užtikrinant tinkamiausią temperatūrą (apie 300–450 °C) NOx redukuojami į azotą.
                  Galima naudoti vieną ar du katalizatoriaus sluoksnius. Naudojant didesnį katalizatoriaus kiekį (du sluoksnius) užtikrinama didesnė NOx redukcija
               
            
                  Selektyvioji nekatalizinė redukcija (SEK)
               
               
                  Naudojant šį metodą aukštoje temperatūroje vykstant reakcijai su amoniaku ar karmabidu NOx redukuojami į azotą.
                  Turi būti užtikrinamas 900–1 050 °C darbinės temperatūros intervalas
               
            
                  Formuojant įkrovą naudojamų nitratų kiekio mažinimas
               
               
                  Nitratų kiekis apribojamas siekiant sumažinti išmetamą NOx kiekį, susidarantį skylant šioms žaliavoms, kai nitratai naudojami kaip oksiduojanti medžiaga gaminant labai aukštos kokybės produktus, jeigu siekiama pagaminti labai skaidrų stiklą ar gaminant kitų rūšių stiklą, kuriam būtina suteikti reikiamas savybes. Galimos šios pasirinktys:
                  
                              —
                           
                           
                              Formuojant įkrovą nitratų kiekį sumažinti iki mažiausio proporcingo kiekio, reikalingo produktui ir lydymui taikomiems reikalavimams užtikrinti.
                           
                        
                              —
                           
                           
                              Nitratus pakeisti pakaitinėmis medžiagomis. Pakaitinės veiksmingos medžiagos yra sulfatai, arseno dioksidai, cerio oksidai.
                           
                        
                              —
                           
                           
                              Taikyti proceso modifikacijas (pvz., sudaryti specialias oksiduojančias degimo sąlygas)
                           
                        
            1.10.3.   Išmetamas SOx kiekis
      
      
                  Metodas
               
               
                  Aprašas
               
            
                  Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
               
               
                  Į išmetamųjų dujų srautą įterpiami ir jame paskleidžiami šarminio reagento sausieji milteliai ar suspensija ir (arba) tirpalas. Medžiaga reaguoja su sieros dujiniais junginiais ir taip susiformuoja kietosios medžiagos, kurios turi būti pašalinamos filtruojant (rankoviniu filtru ar elektrostatiniu nusodintuvu). Apskritai naudojant reakcijos bokštą padidinimas šlapiojo dujų valymo sistemos šalinimo veiksmingumas
               
            
                  Sieros kiekio mažinimas formuojant įkrovą ir sieros balanso optimizavimas
               
               
                  Formuojant įkrovą naudojamo sieros kiekio mažinimas siekiant sumažinti išmetamą SOx kiekį, susidarantį skylant žaliavoms (dažniausiai sulfatams), kurių sudėtyje yra sieros ir kurios naudojamos kaip skaidrinimo medžiagos.
                  Veiksmingas išmetamo SOx kiekio sumažinimas susijęs su sieros junginių išlaikymu stikle ir šis išlaikymas gali gerokai skirtis atsižvelgiant į stiklo tipą ir sieros balanso optimizavimą.
               
            
                  Mažai sieros turinčio kuro naudojimas
               
               
                  Siekiant sumažinti išmetamą SOx kiekį, susidarantį per degimo procesą oksiduojantis kure esančiai sierai, naudojamos gamtinės dujos ar mažasieris mazutas
               
            1.10.4.   Išmetamas HCl, HF kiekis
      
      
                  Metodas
               
               
                  Aprašas
               
            
                  Formuojant įkrovą žaliavų, pasižyminčių mažu chloro ir fluoro kiekiu, pasirinkimas
               
               
                  Naudojant šį metodą kruopščiai pasirenkamos žaliavos, kurių sudėtyje gali būti chloro ir fluoro priemaišų (pvz., sintetinio natrio karbonato, dolomitų, išorės stiklo laužo, panaudotų filtro dulkių), siekiant šaltinyje sumažinti išmetamą HCl ir HF kiekį, kuris susidaro lydymo proceso metu, kai skyla šios žaliavos.
               
            
                  Fluoro ir (arba) chloro junginių kiekio mažinimas formuojant įkrovą ir fluoro ir (arba) chloro masės balanso optimizavimas
               
               
                  Lydymo proceso metu išmetamą fluoro ir (arba) chloro kiekį galima sumažinti, formuojant įkrovą naudojamą šių medžiagų kiekį sumažinant iki mažiausio proporcingo kiekio, reikalingo tam tikrai galutinio produkto kokybei užtikrinti. Fluoro junginiai (pvz., fluoritas, kriolitas, fluorosilikatas) naudojami norint specialiam stiklui (baltiesiems šviesos technikos stiklo gaminiams, optiniam stiklui) suteikti ypatingų savybių. Chloro junginiai gali būti naudojami kaip skaidrinimo medžiagos.
               
            
                  Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
               
               
                  Į išmetamųjų dujų srautą įterpiami ir jame paskleidžiami šarminio reagento sausieji milteliai ar suspensija ir (arba) tirpalas. Medžiaga reaguoja su dujinės būsenos chloru ir fluoru ir taip susiformuoja kietosios medžiagos, kurios turi būti pašalinamos filtruojant (elektrostatiniu nusodintuvu ar rankoviniu filtru).
               
            1.10.5.   Išmetamas metalų kiekis
      
      
                  Metodas
               
               
                  Aprašas
               
            
                  Formuojant įkrovą žaliavų, pasižyminčių mažu metalų kiekiu, pasirinkimas
               
               
                  Naudojant šį metodą kruopščiai pasirenkamos žaliavos, kurių sudėtyje gali būti metalų priemaišų (pvz., išorės laužo), siekiant šaltinyje sumažinti išmetamą metalų kiekį, kuris susidaro lydymo proceso metu, kai skyla šios medžiagos.
               
            
                  Metalų junginių kiekio mažinimas formuojant įkrovą, kai norima stiklui suteikti spalvą ar ją pašalinti laikantis buitinių stiklo gaminių kokybės reikalavimų
               
               
                  Lydymo proceso metu išmetamą metalo kiekį galima sumažinti taip:
                  
                              —
                           
                           
                              spalvoto stiklo gamyboje – mažinant metalų junginių (pvz., geležies, chromo, kobalto, vario, magnio junginių) kiekį formuojant įkrovą
                           
                        
                              —
                           
                           
                              skaidraus stiklo gamyboje – mažinant seleno junginių ir cerio oksido, kurie naudojami kaip priemonė spalvai pašalinti, kiekį
                           
                        
            
                  Seleno junginių kiekio mažinimas formuojant įkrovą, pasirenkant naujas tinkamas žaliavas
               
               
                  Lydymo proceso metu išmetamą seleno kiekį galima sumažinti taip:
                  
                              —
                           
                           
                              formuojant įkrovą, seleno kiekio sumažinimas iki mažiausio proporcingo kiekio, kuris būtinas siekiant laikytis produktui taikomų reikalavimų
                           
                        
                              —
                           
                           
                              žaliavų, kuriose esančiam selenui būdingas mažesnis lakumas, pasirinkimas, siekiant sumažinti lakumo reiškinį lydymo proceso metu
                           
                        
            
                  Filtravimo sistemos naudojimas
               
               
                  Naudojant dulkių kiekio mažinimo sistemas (rankovinį filtrą ir elektrostatinį nusodintuvą) galima sumažinti išmetamų dulkių ir metalų kiekį, nes lydant stiklą didesnioji į atmosferą išmetamo metalų dalis surenkama kaip kietosios dalelės. Tačiau tam tikrų metalų junginiai yra labai lakūs (pvz., seleno), todėl šalinimo veiksmingumas gali kisti atsižvelgiant į filtravimo temperatūrą
               
            
                  Sausasis ar pusiau sausas dujų valymas, jį derinant su filtravimo sistema
               
               
                  Dujinės fazės metalų kiekį galima iš esmės sumažinti taikant sausojo ar pusiau sauso dujų valymo metodą ir naudojant šarminį reagentą. Šarminis reagentas reaguoja su dujiniais junginiais ir taip susiformuoja kietosios medžiagos, kurios turi būti pašalinamos filtruojant (rankoviniu filtru ar elektrostatiniu nusodintuvu)
               
            1.10.6.   Išmetamieji kombinuotieji dujiniai teršalai (pvz., SOX, HCl, HF, boro junginiai)
      
      
                  Šlapiasis dujų valymas
               
               
                  Naudojant šlapiojo dujų valymo metodą dujiniai junginiai ištirpdomi tinkamame skystyje (vandenyje ar šarmo tirpale). Toliau už šlapiojo dujų valdymo įrenginio, kūryklų dujos prisotinamos vandeniu ir prieš išmetant kūryklų dujas būtina atskirti lašelius. Gautą skystį būtina apdoroti taikant nuotekų valymo procesą, o netirpiosios medžiagos surenkamos naudojant nusodinimo ar filtravimo procesus
               
            1.10.7.   Kombinuotieji teršalai (kieti ir dujiniai)
      
      
                  Metodas
               
               
                  Aprašas
               
            
                  Šlapiasis dujų valymas
               
               
                  Naudojant šlapiojo dujų valymo procesą (pasirinkus tinkamą skystį: vandenį ar šarmo tirpalą), gali pavykti vienu metu pašalinti kietuosius ir dujinius junginius. Kietųjų medžiagų ar dujų pašalinimo metodams taikomi skirtingi kriterijai, todėl renkantis šį metodą dažniausiai siekiama suderinti dvi pasirinktis.
                  Gautas skystis turi būti apdorotas taikant nuotekų valymo procesą, o netirpiosios medžiagos (kietosios teršalų dalelės ir cheminių reakcijų produktai) surenkamos naudojant nusodinimo ar filtravimo procesus.
                  Mineralinės vatos ir ištisinių gijų stiklo pluošto sektoriuje dažniausiai taikomos šios sistemos:
                  
                              —
                           
                           
                              šlapiojo dujų valymo įtaisai, prieš kuriuos sumontuojami didesniųjų kietųjų dalelių šalinimo įtaisai
                           
                        
                              —
                           
                           
                              Venturi dujų valymo įtaisai
                           
                        
            
                  Šlapiasis elektrostatinis nusodintuvas
               
               
                  Šiuo atveju naudojamas elektrostatinis nusodintuvas, kuriame surinkta medžiaga pašalinama nuo surinktuvo plokštelių: jos nuplaunamos tinkamu skysčiu (dažniausiai vandeniu). Paprastai sumontuojamas tam tikras mechanizmas (rūko šalintuvas ar galutinis džiovintuvas), kuriuo prieš pašalinant išmetamąsias dujas pašalinami vandens lašeliai.
               
            1.10.8.   Pjovimo, šlifavimo ir poliravimo operacijų metu išmetami teršalai
      
      
                  Metodas
               
               
                  Aprašas
               
            
                  Su dulkių susidarymu susijusių operacijų atlikimas (pvz., pjovimas, šlifavimas, poliravimas) naudojant skystį
               
               
                  Atliekant pjovimo, šlifavimo ir poliravimo operacijas ir siekiant užtikrinti, kad nesusidarytų dulkės, paprastai naudojamas vanduo. Gali tekti naudoti šalinimo sistemą, kurioje būtų sumontuotas rūko šalintuvas
               
            
                  Rankovinio filtro sistemos taikymas
               
               
                  Rankoviniai filtrai naudojami siekiant sumažinti išmetamą dulkių ir metalų kiekį, nes vykdant tolesnius procesus metalai dažniausiai būna kietųjų dalelių formos
               
            
                  Poliravimo produkto nuostolių sumažinimas užtikrinant tinkamą taikymo sistemos sandarumą
               
               
                  Atliekant poliravimą rūgštimi stiklo gaminiai nardinami į poliravimo vonią, į kurią pripilta vandenilio fluorido ir sieros rūgšties. Išmetamą putų kiekį galima apriboti ir nuostolius sumažinti pasirinkus tinkamą konstrukciją ir atliekant taikymo sistemos techninę priežiūrą.
               
            
                  Antrinio metodo, pvz., šlapiojo dujų valymo, taikymas
               
               
                  Šlapiasis išmetamųjų dujų valymas naudojant vandenį pasirenkamas atsižvelgiant į rūgštinį išmetamųjų teršalų pobūdį ir didelį šalintinų dujinių teršalų tirpumą
               
            1.10.9.   Išmetami H2S ir lakiųjų organinių junginių kiekiai
      
      
                  Išmetamųjų dujų deginimas
               
               
                  Pasirinkus šį metodą naudojama papildomo deginimo sistema, kuria vandenilio sulfidas (susiformavęs dėl palankių redukavimo sąlygų krosnyje) oksiduojamas ir paverčiamas sieros dioksidu, o anglies monoksidas paverčiamas anglies dioksidu.
                  Lakieji organiniai junginiai termiškai sudeginami ir vėliau oksiduojami juos paverčiant anglies dioksidu, vandeniu ir kitais degimo produktais (pvz., NOX, SOX)
               
            
         (1)  Konkretūs atvejai atitinka mažiau palankius atvejus (t. y. mažas specialias krosnis, kuriose produkcijos paprastai pagaminama mažiau nei 100 tonų per dieną, o stiklo laužas sudaro mažiau nei 30 %). Ši kategorija atitinka tik 1 ar 2 % pagaminamo stiklo taros kiekio.
      
         (2)  Konkretūs atvejai atitinka mažiau palankius atvejus ir (arba) nesilikatinį stiklą: borosilikatinis stiklas, stiklo keramika, krištolas ir, tiesa rečiau, švino krištolas.
      
         (3)  Kuo aukštesni lygiai, tuo didesnės tiekiamo NOx koncentracijos, aukštesnės redukcijos normos ir spartesnis katalizatoriaus senėjimas.
      
         (4)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10.1, 1.10.4 ir 1.10.6 skirsniuose.
      
         (5)  Lentelėje išvardytų teršalų svarbumas priklauso nuo stiklo pramonės sektoriaus ir nuo įrenginiu vykdomos skirtingos veiklos.
      
         (6)  Kiekiai susiję su jungtiniu ėminiu, paimtu per dviejų valandų ar 24 valandų laikotarpį.
      
         (7)  Ištisinių gijų stiklo pluošto sektoriaus GPGB SITK < 200 mg/l.
      
         (8)  Kiekiai susiję su valytu vandeniu, kurio susidaro atliekant poliravimą, kuriam naudojama rūgštis.
      
         (9)  Apskritai bendrą angliavandenilių kiekį sudaro mineralinės alyvos.
      
         (10)  Aukštesnis intervalo lygis siejamas su tolesniais švino krištolo gamybos procesais.
      
         (11)  Filtravimo sistemų (t. y. elektrostatinio nusodintuvo, rankovinio filtro) aprašymas pateiktas 1.10.1. skirsnyje.
      
         (12)  Nustatant mažiausią ir didžiausią intervalo vertes atitinkamai naudoti 1,5 × 10–3 ir 3 × 10–3 perskaičiavimo koeficientai.
      
         (13)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.2 skirsnyje.
      
         (14)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.2 skirsnyje.
      
         (15)  Taikomas 2 lentelėje nurodytas bendriesiems atvejams skirtas perskaičiavimo koeficientas (1,5×10–3), išskyrus elektrinio lydymo atveju (konkretūs atvejai: 3 × 10–3).
      
         (16)  Mažesnė vertė susijusi su specialios krosnies konstrukcijos naudojimu, jeigu taikoma.
      
         (17)  Šios vertės svarstytinos iš naujo, jeigu atliekamas įprastas lydkrosnės remontas arba ji visiškai perstatoma.
      
         (18)  Užtikrinami kiekiai priklauso nuo turimų gamtinių dujų ir deguonies kokybės (azoto kiekio).
      
         (19)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.2 skirsnyje.
      
         (20)  Taikomas 2 lentelėje nurodytas konkretiems atvejams skirtas perskaičiavimo koeficientas (3 × 10–3).
      
         (21)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.3 skirsnyje.
      
         (22)  Jei gaminant specialių tipų spalvotojo stiklo gaminius (pvz., žalios spalvos stiklo, kuriame visi oksidai yra redukuoti, gaminius), kyla abejonių dėl užtikrintino išmetamų teršalų kiekio, gali tekti ištirti sieros balansą. Lentelėje nurodytas vertes gali būti sunku užtikrinti, jeigu kartu būtų taikoma filtro dulkių naudojimo grąžinamajam perdirbimui sistema ir siekiama užtikrinti išorės stiklo laužo naudojimo grąžinamajam perdirbimui normą.
      
         (23)  Mažesni kiekiai siejami su sąlygomis, kai SOx kiekio mažinimas laikomas svarbesniu prioritetu, palyginti su kietųjų atliekų (t. y. dideliu sulfatų kiekiu pasižyminčių filtro dulkių) kiekio mažinimu.
      
         (24)  Taikomas 2 lentelėje nurodytas bendriesiems atvejams skirtas perskaičiavimo koeficientas (1,5 × 10–3).
      
         (25)  Nurodyti išmetamų teršalų kiekiai užtikrinami naudojant 1 % sieros turintį mazutą ir taikant antrinius išmetamųjų teršalų mažinimo metodus.
      
         (26)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.4 skirsnyje.
      
         (27)  Taikomas 2 lentelėje nurodytas bendriesiems atvejams skirtas perskaičiavimo koeficientas (1,5 × 10–3).
      
         (28)  Aukštesni kiekiai būna susiję su tuo pačiu metu atliekamomis kūryklų dujų, susidarančių stiklo dirbinius dengiant danga jiems patenkant į degimo krosnį, apdorojimo operacijomis.
      
         (29)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.5 skirsnyje.
      
         (30)  Lygiai reiškia kūryklų dujose esančio kietosios ir dujinės fazės metalų kiekio sumą.
      
         (31)  GPGB SITK lygis būna mažesnis, jeigu metalų junginiai nėra apgalvotai naudojami formuojant įkrovą.
      
         (32)  Viršutiniai lygiai siejami su metalų naudojimu stiklui suteikiant spalvą ar ją pašalinant arba kūryklų dujų, susidarančių atliekant stiklo dirbinių dengimo danga jiems patenkant į degimo krosnį operacijas, apdorojimu kartu su iš lydkrosnių išmetamais teršalais.
      
         (33)  Taikomas 2 lentelėje nurodytas bendriesiems atvejams skirtas perskaičiavimo koeficientas (1,5 × 10–3).
      
         (34)  Konkrečiais atvejais, kai gaminamas aukštos kokybės flintstiklis ir kai reikia naudoti didesnį seleno kiekį siekiant pašalinti spalvą (atsižvelgiant į žaliavas), pranešama apie didesnes vertes: ne daugiau nei 3 mg/Nm3.
      
         (35)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.4 ir 1.10.7 skirsniuose.
      
         (36)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.6 skirsnyje.
      
         (37)  Taikomas 2 lentelėje nurodytas perskaičiavimo koeficientas (2,5 × 10–3).
      
         (38)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.2 skirsnyje.
      
         (39)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.2 skirsnyje.
      
         (40)  Gali būti išmetami didesni teršalų kiekiai, jeigu gaminant specialų stiklą retkarčiais naudojami nitratai.
      
         (41)  Taikomas 2 lentelėje nurodytas perskaičiavimo koeficientas (2,5 × 10–3).
      
         (42)  Žemesni intervalo lygiai būtų nustatomi tuo atveju, jeigu būtų taikomas Fenix procesas.
      
         (43)  Užtikrinami kiekiai priklauso nuo turimų gamtinių dujų ir deguonies kokybės (azoto kiekio).
      
         (44)  Aukštesni intervalo lygiai susiję su esamais įrenginiais, kol nėra atliktas įprastas lydkrosnės remontas arba ji nėra visiškai perstatyta. Mažesni kiekiai susiję su naujesniais ir (arba) modifikuotais įrenginiais.
      
         (45)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10.2 skirsnyje.
      
         (46)  Taikomas 2 lentelėje nurodytas konkretiems atvejams skirtas perskaičiavimo koeficientas (2,5 × 10–3).
      
         (47)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.3 skirsnyje.
      
         (48)  Žemesni kiekiai susiję su sąlygomis, kai SOX kiekio mažinimui teikiama pirmenybė, palyginti su mažesnio kietųjų atliekų (t. y. dideliu sulfatų kiekiu pasižyminčių dulkių) kiekio susidarymu.
      
         (49)  Taikomas 2 lentelėje nurodytas perskaičiavimo koeficientas (2,5 × 10–3).
      
         (50)  Atitinkami išmetamųjų teršalų kiekiai susiję su 1 % sieros turinčio mazuto naudojimu ir antrinių mažinimo metodų taikymu.
      
         (51)  Jeigu didelių plokščiojo stiklo gamybos krosnių atveju kyla su užtikrintinu išmetamųjų teršalų kiekiu susijusių abejonių, gali reikėti ištirti sieros balansą. Lentelėje nurodytas vertes gali būti sunku užtikrinti, jeigu filtro dulkės kartu būtų naudojamos grąžinamajam perdirbimui.
      
         (52)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.4 skirsnyje.
      
         (53)  Taikomas 2 lentelėje nurodytas perskaičiavimo koeficientas (2,5 × 10–3).
      
         (54)  Aukštesni intervalo lygiai susiję su filtro dulkių naudojimu grąžinamajam perdirbimui formuojant įkrovą.
      
         (55)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.5 skirsnyje.
      
         (56)  Intervalai reiškia kūryklų dujose esančio kietosios ir dujinės fazės metalų kiekio sumą.
      
         (57)  Taikomas 2 lentelėje nurodytas perskaičiavimo koeficientas (2,5 × 10–3).
      
         (58)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.5 skirsnyje.
      
         (59)  Vertės reiškia kūryklų dujose esančio kietosios ir dujinės fazės seleno kiekio sumą.
      
         (60)  Žemesni lygiai atitinka sąlygas, kai išmetamo seleno kiekio mažinimui teikiama pirmenybė, palyginti su kietųjų atliekų, susidarančių iš filtro dulkių, kiekio mažinimu. Šiuo atveju taikomas didelis stechiometrinis santykis (reagento ir teršalo) ir susidaro didelis kietųjų atliekų srautas.
      
         (61)  Taikomas 2 lentelėje nurodytas perskaičiavimo koeficientas (2,5 × 10–3).
      
         (62)  Antrinių apdorojimo sistemų aprašymas pateiktas 1.10.3 ir 1.10.6 skirsniuose.
      
         (63)  Antrinių apdorojimo sistemų aprašymas pateiktas 1.10.1 ir 1.10.7 skirsniuose.
      
         (64)  Naudojant įkrovas be boro ir taikant pirminius metodus, pranešta apie < 30 mg/Nm3 (< 0,14 kg tonai išlydyto stiklo) lygių vertes.
      
         (65)  Taikomas 2 lentelėje nurodytas perskaičiavimo koeficientas (4,5 × 10–3).
      
         (66)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.2 skirsnyje.
      
         (67)  Taikomas 2 lentelėje nurodytas perskaičiavimo koeficientas (4,5 × 10–3).
      
         (68)  Užtikrinami kiekiai priklauso nuo turimų gamtinių dujų ir deguonies kokybės (azoto kiekio).
      
         (69)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.3 ir 1.10.6 skirsniuose.
      
         (70)  Aukštesni intervalo lygiai siejami su sulfatų naudojimu formuojant įkrovą stiklo skaidrinimui.
      
         (71)  Taikomas 2 lentelėje nurodytas perskaičiavimo koeficientas (4,5 × 10–3).
      
         (72)  Ataskaitose nurodoma, kad iš krosnių, kuriose deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis ir kuriose naudojamas šlapiasis dujų valymas, išmetamas SOx (išreikštų SO2) GPGB SITK yra < 0,1 kg tonai išlydyto stiklo.
      
         (73)  Susiję išmetamų teršalų kiekiai užtikrinami naudojant 1 % sieros turintį mazutą ir taikant antrinius išmetamųjų teršalų mažinimo metodus.
      
         (74)  Žemesni kiekiai atitinka sąlygas, kai SOX kiekio mažinimui teikiama pirmenybė, palyginti su susidarančių kietųjų atliekų, t. y. dideliu sulfatų kiekiu pasižyminčių dulkių, kiekio mažinimu. Šiuo atveju mažesni kiekiai siejami su rankovinio filtro naudojimu.
      
         (75)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.4 ir 1.10.6 skirsniuose.
      
         (76)  Taikomas 2 lentelėje nurodytas perskaičiavimo koeficientas (4,5 × 10–3).
      
         (77)  Aukštesni intervalo lygiai siejami su fluoro junginių naudojimu formuojant įkrovą.
      
         (78)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.5 ir 1.10.6 skirsniuose.
      
         (79)  Kiekiu nurodoma kūryklų dujose esančių kietosios ir dujinės fazės metalų kiekio suma.
      
         (80)  Taikomas 2 lentelėje nurodytas perskaičiavimo koeficientas (4,5 × 10–3).
      
         (81)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.7 ir 1.10.8 skirsniuose.
      
         (82)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.5 ir 1.10.7 skirsniuose.
      
         (83)  Taikomas 3 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas (žr. 2 lentelę). Tačiau konkrečiai produkcijai gali reikėti taikyti kiekvienam atskiram atvejui skirtą perskaičiavimo koeficientą.
      
         (84)  Pranešta apie ekonominio perspektyvumo galimybes užtikrinti GPGB SITK, naudojant silikatiniam stiklui gaminti skirtas krosnis, kurių pajėgumas < 80 t per dieną.
      
         (85)  Šis GPGB SITK taikomas įkrovoms, kurių didelę dalį sudaro komponentai, atitinkantys pavojingų cheminių medžiagų kriterijus pagal Reglamentą (EB) 1272/2008.
      
         (86)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10.2 skirsnyje.
      
         (87)  Degimo proceso modifikavimui ir specialioms lydkrosnių konstrukcijoms taikomas 2,5 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas, o elektriniam lydymui taikomas 3 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas (žr. 2 lentelę). Tačiau konkrečiai produkcijai gali reikėti taikyti kiekvienam atskiram atvejui skirtą perskaičiavimo koeficientą.
      
         (88)  Užtikrinami kiekiai priklauso nuo turimų gamtinių dujų ir deguonies kiekio kokybės (azoto kiekio).
      
         (89)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10.2 skirsnyje.
      
         (90)  Taikomas 2 lentelėje nurodytas silikatiniam stiklui skirtas perskaičiavimo koeficientas (2,5 × 10–3).
      
         (91)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.3 skirsnyje.
      
         (92)  Taikomas 2,5 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas (žr. 2 lentelę). Tačiau konkrečiai produkcijai gali reikėti taikyti kiekvienam atskiram atvejui skirtą perskaičiavimo koeficientą.
      
         (93)  Susijęs kiekis užtikrinamas naudojant 1 % sieros turintį mazutą ir taikant antrinius išmetamųjų teršalų mažinimo metodus.
      
         (94)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.4 ir 1.10.6 skirsniuose.
      
         (95)  Taikomas 3 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas (žr. 2 lentelę). Tačiau konkrečiai produkcijai gali reikėti taikyti kiekvienam atskiram atvejui skirtą perskaičiavimo koeficientą.
      
         (96)  Mažesni kiekiai susiję su elektrinio lydymo metodo taikymu.
      
         (97)  Jeigu KCl ar NaCl naudojami kaip skaidrinimo medžiagos, tada GPGB SITK yra < 30 mg/Nm3 arba < 0,09 kg tonai išlydyto stiklo.
      
         (98)  Mažesni kiekiai susiję su elektrinio lydymo metodo taikymu. Didesni kiekiai susiję su baltojo stiklo gamyba, filtro dulkių naudojimu grąžinamajam perdirbimui ar su didesniu stiklo laužo kiekio naudojimu formuojant įkrovą.
      
         (99)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.5 skirsnyje.
      
         (100)  Kiekiu išreiškiama kūryklų dujose esančių kietosios ir dujinės fazės metalų kiekio suma.
      
         (101)  Taikomas 3 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas (žr. 2 lentelę). Tačiau konkrečiai produkcijai gali reikėti taikyti kiekvienam atskiram atvejui skirtą perskaičiavimo koeficientą.
      
         (102)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.5 skirsnyje.
      
         (103)  Vertės reiškia kūryklų dujose esančių kietosios ir dujinės fazės seleno kiekio sumą.
      
         (104)  Taikomas 3 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas (žr. 2 lentelę). Tačiau konkrečiai produkcijai gali reikėti taikyti kiekvienam atskiram atvejui skirtą perskaičiavimo koeficientą.
      
         (105)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10.1 ir 1.10.5 skirsniuose.
      
         (106)  Vertės reiškia kūryklų dujose esančių kietosios ir dujinės fazės švino kiekio sumą.
      
         (107)  Taikomas 3 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas (žr. 2 lentelę). Tačiau konkrečiai produkcijai gali reikėti taikyti kiekvienam atskiram atvejui skirtą perskaičiavimo koeficientą.
      
         (108)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.8 skirsnyje.
      
         (109)  Kiekis reiškia išmetamosiose dujose esančio metalų kiekio sumą.
      
         (110)  Kiekis susijęs su tolesnėmis švino krištolo gamybos operacijomis.
      
         (111)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.6 skirsnyje.
      
         (112)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.1 skirsnyje.
      
         (113)  Nustatant mažiausią ir didžiausią GPGB SITK intervalo vertę naudojami 2,5 × 10–3 ir 6,5 × 10–3 perskaičiavimo koeficientai (žr. 2 lentelę), o kai kurios vertės suapvalintos. Tačiau atsižvelgiant į gaminamo stiklo tipą kiekvienu atskiru atveju reikia taikyti tam tikrą perskaičiavimo koeficientą (žr. 2 lentelę).
      
         (114)  GPGB SITK taikomas įkrovoms, kurių didelę dalį sudaro komponentai, atitinkantys pavojingų cheminių medžiagų kriterijus pagal Reglamentą (EB) 1272/2008.
      
         (115)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10.2 skirsnyje.
      
         (116)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.2 skirsnyje.
      
         (117)  Nustatant mažiausią ir didžiausią GPGB SITK vertes naudoti 2,5 × 10–3 ir 4 × 10–3 perskaičiavimo koeficientai (žr. 2 lentelę), o kai kurios vertės suapvalintos. Tačiau atsižvelgiant į produkcijos tipą kiekvienu atskiru atveju reikia taikyti tam tikrą perskaičiavimo koeficientą (žr. 2 lentelę).
      
         (118)  Didesni kiekiai susiję su farmacijos reikmėms skirto specialaus borosilikatinio stiklo vamzdelių gamyba.
      
         (119)  Užtikrinami lygiai priklauso nuo turimų gamtinių dujų ir deguonies kokybės (azoto kiekio).
      
         (120)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10.2 skirsnyje.
      
         (121)  Žemesni lygiai susiję su elektrinio lydymo metodo taikymu.
      
         (122)  Nustatant mažiausią ir didžiausią GPGB SITK vertes atitinkamai naudoti 2,5 × 10–3 ir 6,5 × 10–3 perskaičiavimo koeficientai, o kai kurios vertės suapvalintos. Atsižvelgiant į produkcijos tipą kiekvienu atskiru atveju gali reikėti taikyti tam tikrą perskaičiavimo koeficientą (žr. 2 lentelę).
      
         (123)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.3 skirsnyje.
      
         (124)  Nustatant kiekius atsižvelgiama į skirtingas sieros balanso vertes, susijusias su gaminamo stiklo tipu.
      
         (125)  Taikomas 2,5 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas (žr. 2 lentelę). Tačiau atsižvelgiant į produkcijos tipą kiekvienu atskiru atveju gali reikėti taikyti tam tikrą perskaičiavimo koeficientą.
      
         (126)  Mažesni kiekiai susiję su elektrinio lydymo taikymu ir įkrovos formavimu nenaudojant sulfatų.
      
         (127)  Susiję išmetamų teršalų lygiai užtikrinami naudojant 1 % sieros turintį mazutą ir taikant antrinius mažinimo metodus.
      
         (128)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.4 skirsnyje.
      
         (129)  Naudojamas 2,5 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas (žr. 2 lentelę), o kai kurios vertės suapvalintos. Atsižvelgiant į produkcijos tipą kiekvienu atskiru atveju gali reikėti taikyti tam tikrą perskaičiavimo koeficientą.
      
         (130)  Didesni kiekiai susiję su medžiagų, kuriose yra chloro, naudojimu formuojant įkrovą.
      
         (131)  Didžiausia intervalo vertė nustatyta remiantis konkrečiais praneštais duomenimis.
      
         (132)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.5 skirsnyje.
      
         (133)  Kiekis reiškia kūryklų dujose esančių kietosios ir dujinės fazės metalų kiekio sumą.
      
         (134)  GPGB SITK būna mažesnis, kai metalų junginiai nėra apgalvotai naudojami formuojant įkrovą.
      
         (135)  Naudotas 2,5 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas (žr. 2 lentelę) ir kai kurios lentelėje nurodytos vertės suapvalintos. Atsižvelgiant į produkcijos tipą kiekvienu atskiru atveju gali reikėti taikyti tam tikrą perskaičiavimo koeficientą.
      
         (136)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.8 skirsnyje.
      
         (137)  Kiekis – tai išmetamosiose dujose esančio metalų kiekio suma.
      
         (138)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.6 skirsnyje.
      
         (139)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.1 skirsnyje.
      
         (140)  Nustatant mažiausią ir didžiausią GPGB SITK intervalo vertes naudoti 2 × 10–3 ir 2,5 × 10–3 perskaičiavimo koeficientai (žr. 2 lentelę) siekiant apimti stiklo vatos ir akmens vatos gamybą.
      
         (141)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10.2 skirsnyje.
      
         (142)  Stiklo vatai taikomas 2 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas, o akmens vatai – 2,5 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas (žr. 2 lentelę).
      
         (143)  Užtikrinami lygiai priklauso nuo turimų gamtinių dujų ir deguonies kokybės (azoto kiekio).
      
         (144)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.2 skirsnyje.
      
         (145)  Taikomas 2 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas (žr. 2 lentelę).
      
         (146)  Mažesni intervalo lygiai užtikrinami tuo atveju, jeigu taikomas lydymas, kai deginant kurą kaip oksidatorius naudojamas deguonis.
      
         (147)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.3 ir 1.10.6 skirsniuose.
      
         (148)  Stiklo vatai taikomas 2 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas, o akmens vatai – 2,5 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas (žr. 2 lentelę).
      
         (149)  Žemesni intervalų lygiai susiję su elektrinio lydymo metodo taikymu. Aukštesni lygiai susiję su pakartotiniu didelio kiekio stiklo laužo panaudojimu.
      
         (150)  GPGB SITK siejamas su sąlygomis, kai išmetamo SOx kiekio mažinimui teikiama pirmenybė, palyginti su susidarančių kietųjų atliekų kiekio mažinimu.
      
         (151)  Jeigu atliekų kiekio mažinimui teikiama pirmenybė, palyginti su išmetamo SOx kiekio mažinimu, galima tikėtis didesnių išmetamųjų teršalų verčių. Užtikrinami lygiai turėtų būti pagrįsti sieros balansu.
      
         (152)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.4 skirsnyje.
      
         (153)  Stiklo vatai taikomas 2 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas, o akmens vatai – 2,5 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas (žr. 2 lentelę).
      
         (154)  Nustatant mažiausią ir didžiausią GPGB SITK intervalo vertes naudoti 2 × 10–3 ir 2,5 × 10–3 perskaičiavimo koeficientai (žr. 2 lentelę).
      
         (155)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10.9 skirsnyje.
      
         (156)  Akmens vatai taikomas 2,5 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas (žr. 2 lentelę).
      
         (157)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.5 skirsnyje.
      
         (158)  Intervalai reiškia kūryklų dujose esančių kietosios ir dujinės fazės metalų kiekio sumą.
      
         (159)  Nustatant mažiausią ir didžiausią GPGB SITK intervalo vertes naudoti 2 × 10–3 ir 2,5 × 10–3 perskaičiavimo koeficientai (žr. 2 lentelę).
      
         (160)  Aukštesni intervalo lygiai susiję su šachtinės lydkrosnės naudojimu gaminant stiklo vatą.
      
         (161)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.7 ir 1.10.9 skirsniuose.
      
         (162)  Išmetamųjų teršalų kiekis, išreikštas kg tonai galutinio produkto, nėra susijęs su pagamintos mineralinės vatos sluoksnio storiu ar ypač didele kūryklų dujų koncentracija ar šių dujų skiedimu. Naudojamas 6,5 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas.
      
         (163)  Jeigu gaminama didelio tankio ar dideliu rišamosios medžiagos kiekiu pasižyminti mineralinė vata, su išvardytais sektoriaus GPGB susiję išmetamų teršalų kiekiai gali būti gerokai didesni nei šie GPGB SITK. Jeigu šių tipų produktai sudaro didžiąją tam tikru įrenginiu gaminamos produkcijos dalį, turėtų būti nagrinėjami kiti metodai.
      
         (164)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10.1 skirsnyje.
      
         (165)  Šio vertės susijusios su rankovinio filtro sistemos naudojimu.
      
         (166)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10.1 skirsnyje.
      
         (167)  Žemesnis intervalo lygis susijęs su iš aliuminio silikato stiklo vatos (ASW) ir (arba) ugniai atsparaus keramikos pluošto (RCF) išskiriančiu teršalų kiekiu.
      
         (168)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10.3 skirsnyje.
      
         (169)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10.4 skirsnyje.
      
         (170)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10.5 skirsnyje.
      
         (171)  Kiekis reiškia kūryklų dujose esančių kietosios ir dujinės fazės metalų kiekio sumą.
      
         (172)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.6 ir 1.10.9 skirsniuose.
      
         (173)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10.1 skirsnyje.
      
         (174)  Nustatant mažiausią ir didžiausią GPGB SITK intervalo vertes naudoti 5 × 10–3 ir 7,5 × 10–3 perskaičiavimo koeficientai (žr. 2 lentelę). Tačiau atsižvelgiant į degimo proceso tipą kiekvienu atskiru atveju gali reikėti taikyti tam tikrą perskaičiavimo koeficientą.
      
         (175)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10.2 skirsnyje.
      
         (176)  Nustatant intervalus atsižvelgiama į kūryklų dujų, išmetamų iš krosnių, kuriose taikomi skirtingi lydymo metodai ir kuriose gaminamas skirtingų tipų fritas, derinį, kai formuojant įkrovą naudojami nitratai ar jie nenaudojami, jeigu dujas galima nukreipti į vieną dūmtraukį, atmetant galimybę apibūdinti kiekvieną naudojamą lydymo metodą ir skirtingus produktus.
      
         (177)  Nustatant mažiausią ir didžiausią intervalo vertes naudoti 5 × 10–3 ir 7,5 × 10–3 perskaičiavimo koeficientai. Tačiau atsižvelgiant į degimo proceso tipą kiekvienu atskiru atveju gali reikėti taikyti tam tikrą perskaičiavimo koeficientą (žr. 2 lentelę).
      
         (178)  Užtikrinami lygiai priklauso nuo turimų gamtinių dujų ir deguonies kokybės (azoto kiekio).
      
         (179)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.3 skirsnyje.
      
         (180)  Taikomi 5 × 10–3 ir 7,5 × 10–3 perskaičiavimo koeficientai; tačiau kelios lentelėje nurodytos vertės galėjo būti suapvalintos. Atsižvelgiant į degimo proceso tipą kiekvienu atskiru atveju gali reikėti taikyti tam tikrą perskaičiavimo koeficientą (žr. 2 lentelę).
      
         (181)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.4 skirsnyje.
      
         (182)  Naudotas 5 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas, o kai kurios vertės suapvalintos. Atsižvelgiant į naudotą degimo proceso tipą kiekvienu atskiru atveju gali reikėti taikyti tam tikrą perskaičiavimo koeficientą (žr. 2 lentelę).
      
         (183)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.5 skirsnyje.
      
         (184)  Kiekis reiškia kūryklų dujose esančių kietosios ir dujinės fazės metalų kiekio sumą.
      
         (185)  Naudotas 7,5 × 10–3 perskaičiavimo koeficientas. Atsižvelgiant į degimo proceso tipą, kiekvienu atskiru atveju gali reikėti taikyti tam tikrą perskaičiavimo koeficientą (Žr. 2 lentelę).
      
         (186)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10.1 skirsnyje.
      
         (187)  Kiekis reiškia išmetamosiose dujose esančio metalų kiekio sumą.